３．５ 補強 CHB 造の構造規準（案）と改善工法の提案(1) 補強 CHB 造の構造規準（案）１条 適用範囲
本指針は、地階を除く階数が 3 以下、高さ 12m 以下の補強 CHB 造の建物に適用する。

図 3-5-１ 補強 CHB 造（改善工法）の基本的な構造
２条 用語
CHB：空洞コンクリートブロック（Concrete Hollow Block）、単に CB ともいう
耐震壁：水平力（地震力・風圧力など）を負担する壁、CHB 造では耐力壁としても働く
耐力壁：鉛直力を負担する壁、CHB 造では耐震壁としても働く
耐力壁線：耐力壁を配置する平面上の線分
壁率：X または Y 方向の耐力壁の水平断面積をその階の床面積で除した値
臥梁（結合梁）：耐力壁線上の隣接する耐力壁の上部を結合する梁
３条 材料の品質
1.

帳壁に作用する CHB は JIS の B 種と同等（実圧縮強度 12 N/㎜ 2、公称圧縮強度 6 N/
㎜ 2）以上のものとする。

2.

鉄筋は JIS の SD295A、SDR295 と同等（降伏点強度 295 N/㎜ 2）以上とする。

3.

目地に用いるモルタルまたはコンクリートの設計強度は 18N/㎜ 2 以上とする。

83

４条 基礎１．耐力壁線は RC 造または同等の布基礎によって支持されること。
２．基礎の立ち上がり部分の幅は耐力壁の厚さ以上とする。

CHB による布基礎も可能である。

図 3-5-2 CHB による布基礎の例
5 条 耐力壁の構造
1.

耐力壁に用いる CHB の厚さは 150 ㎜以上とする。

2.

CHB ユニットの公称圧縮強度は 6 N/㎜ 2 (870psi)（実圧縮強度 12 N/㎜ 2）以上とする。

3.

耐力壁の頂部と底部の支持点間距離は縦筋が D10 の場合は 3.0m 以下とし、縦筋が D13の場合は 4.0m 以下とする。

4.

耐力壁の底部は基礎または床スラブで支持され、耐力壁の頂部は床スラブ、屋根スラブまたは連続している臥梁（結合梁）で支持されること。

5.

耐力壁は、耐震壁としても挙動するように縦横筋によって補強すること。

6.

補強筋は D10 程度以上とし、その間隔は縦横とも 0.6m を超えないこと。壁の端部と開口周囲の補強筋は D13 程度以上とする。

7.

縦筋は壁の下部から上部まで連続していること。

8.

縦筋の端部は梁などに 30d 以上定着、または 30d 以上定着したアンカー筋と長さ 30d 以
上の重ね継手とすることができる。アンカー筋の代わりに径 13mm 程度以上のあと施工アンカーを用いる場合、その埋め込み長さは 10d 以上とする。

9.

補強筋のコンクリートまたはモルタルによる被り厚さは 30mm 以上とすること。なお、被り厚
さには CB ユニットのフェイスシェルまたはウエブの厚さを加えることができる。

（耐力壁の面外耐力）
図 3-5-3a)のような面外方向に等分布荷重を受ける壁に生ずる曲げモーメントと支点反力は、支持条件によって b)～e)のようになる。一般の耐力壁には d)のような場合を考え、鉄筋端部にはせん断力のみが作用すると考える。ただし、固定端と考えた場合に生ずる引張力も負担できるように定着することが好ましい。曲げモーメントが最大となる可能性が高い中央部付近には縦筋の継手を設けない。開口のため片持ちとなる e)のような状態になる場合は、鉄筋を引張力にも抵抗できるよ84うに定着する必要がある。

図 3-5-3 等分布荷重を受ける壁に生ずる面外曲げモーメント
鉄筋は D10 程度以上、縦横筋とも@0.6m を超えないこととしたが、基本的には CHB ユニットの長さ毎に配置する。ただし、部分的には 0.6m を超えなければその長さを超えても差し支えないとしている。耐力壁はせん断力を負担する耐震壁でもあるため、縦横に同程度の鉄筋を配する。鉄筋はフィリピンの規格のものを採用することを考え D10 程度以上、D13 程度以上としている。なお、
図 3-5-3d)の両端ピン支持として計算した表 3-5-1 を参照すると、縦筋を D10 間隔 400 ㎜で高さ3.0m、D13 間隔 400 ㎜で 4.0m とすると面外水平震度は 0.9 程度となる。
表 3-5-1 面外水平震度による縦筋に応じた耐力壁の高さ
1.0

面外水平震度
縦筋間隔

0.7

0.5

400 ㎜

800 ㎜

400 ㎜

800 ㎜

400 ㎜

800 ㎜

縦筋

D10

2.80m

1.98m

3.35m

2.37m

3.96m

2.80m

の種類

D13

3.75m

2.65m

4.48m

3.17m

5.30m

3.75m

（耐力壁の浮上り）
耐力壁の浮上りに抵抗するのは建物の自重と縦筋の引張力と壁体に生じる引張力と考えることができる。浮上りを（安全側の仮定として）耐力壁の端部にある縦筋のみで拘束すると考えることも可能であるが、ここでは以下のように「自重による拘束」も考える。
図3-5-2のように頂部に水平力P、鉛直力W を受ける独立した幅b、高さh の1層耐力壁について、浮上りの回転中心O回りの力のモーメントの釣り合いを考えると（OとTの水平方向の位置によって若干異なるが）次式が得られる。（ここでは、安全側の仮定として、壁体の引張耐力と縦筋の引張力による拘束を無視し、端部の縦筋のみアンカーで定着されているとする。）

P h =(1/2)b0W + b0T

85

(1)

ここで、T は耐力壁端部のアンカーに生ずる引張力、W は壁に作用している鉛直力、b0は壁の回転中心とアンカー位置までの距離である。
一般に補強CHB造では鉛直荷重をX, Y両方向の耐力壁で支持している。また、X, Y方向の耐力
壁の量は異なっているため、ここではX方向に対して3倍の耐力壁がY方向にあると仮定し、浮上り生
じやすいX方向について考え、b0=0.8b, w =10(kN/m2)=0.01(N/mm2)、h =3000 (mm)、表3-5-3よりpr=0.008、t =150(mm) とする。せん断力応力度については、短期許容応力度τ1=0.25(N/mm2)になる場合を考えると、(1)式から浮上りが生じない限界アスペクト比rcが次のように得られる。

rc=(h/b)=0.500 アンカー筋のない場合
0.682 アンカー筋D13の場合(2)

図 3-5-4 水平力 P と鉛直力 W を受ける 1 層耐力壁

図 3-5-5 水平力と鉛直力を受ける 2, 3 層耐力壁
同様な条件で図 3-5-5 に示すような 2 層耐力壁の（浮上りが生じない）限界アスペクト比 rc を計算すると次式となる。

86

rc=(2h/b)=0.908 アンカー筋のない場合=1.101 アンカー筋D13の場合(3)

同様に浮上りが生じない 3 層耐力壁の限界アスペクト比rcは次式となる。

rc = 3h/b =1.094 アンカー筋のない場合=1.250 アンカー筋D13の場合(4)（安全側にアンカー筋を無視した場合）
縦筋や端部補強筋を十分な定着長さで所定の位置に正確に配置するのは施工上非常に困難である。よって、ここでは縦筋と端部補強筋（アンカー）の引張力と壁体の引張力を無視して鉛直力のみが作用しているとして壁の浮上り耐力を計算する。このように仮定すると縦筋・端部補強筋の定着にあと施工アンカーを用いてもよいことになる。
具体的には表3-5-2のようにアンカー筋がない場合の限界アスペクト比rcを超える場合は、壁の水平耐力に低減係数βを乗じる（壁の有効断面積を減少させる）ことにする。
表3-5-2 耐力壁の限界アスペクト比rcと低減係数β耐力壁の層数
限界アスペクト比rc

1層

2層

3層

0.5(1.0)*

0.91

1.1

rc/r≦1.0

低減係数β*(1.0)は上下に剛な梁（臥梁）がある両端固定(図3-5-6b)の場合
なお、図 3-5-6a)のように臥梁などのない場合の 1 層耐力壁の限界アスペクト比は 0.5、b)のように臥梁などのある場合の限界アスペクト比は 1.0 とする。

a)b)

図 3-5-6 開口を有する 1 層耐力壁とその曲げモーメント（アスペクト比と低減係数）
各々の耐力壁で無開口独立耐力壁の場合は有効高さhe=hとし、開口のある耐力壁の場合は、図3-5-4のようにh≧h1≧h2として、左右の開口高さから有効高さheを次式で求める。

he =(h1 + h 2)/2≦2h 2(5)

アスペクト比rは次式で求める。

87

r = he/b(6)

アスペクト比rに応じた（壁率を算定する際の）低減係数βは次式による（表3-5-4）。
β＝rc/r ≦1.0(7)

図3-5-6b)のような耐力壁の限界アスペクト比rcは表3-5-2の「両端固定」の値1.0を用いる。なお、図3-5-6a)のように考えると臥梁の剛性を考慮する必要がなくなり、臥梁がなくとも（地震力を各耐力壁に伝達できるスラブのようなダイヤフラムがあれば）構造的に問題がないことになる。
6 条 耐力壁の配置
1.

耐力壁は平面的かつ立面的に釣合いよく配置する。

2.

1 階の耐力壁は RC 造の布基礎または地下階の耐力壁の上に配置する。

3.

耐力壁は各耐力壁線について、その耐力壁線の長さの 1/3 以上配置する。

4.

耐力壁線は X, Y 方向とも 8m 以上離れないように配置する。

5.

上階の耐力壁は下階の耐力壁線の上に配置する。上下階の耐力壁が耐力壁の厚さ以上離れている場合は構造計算によりその安全性を検討する。

6.

各階に配置する耐力壁の壁率は X, Y 方向それぞれ表の値以上とする。ここで、壁率とは耐力壁の X,Y 方向の水平断面積の和をその階の床面積で除したものである。X, Y 方向から θ 傾いた耐力壁に対しては、その水平断面積に cos2θ を乗じる。

7.

表の値は地震地域係数 Z を乗じて低減させることができる。多雪区域では積雪 1m につき
平屋・最上階で 11%、その下の階で 5%、その下の階（3 階建の 1 階）で 3%増加させる。
表 各階に必要な壁率
2 階建の建築物

平屋建の3 階建の建築物

建築物

1階

2階

1階

2階

3階

1.20%

2.76%

1.46%

4.32%

3.20%

1.70%

補強CHB造壁のせん断強度は、ひび割れ発生時で0.25～0.3 N/mm2、終局時でひび割れ発
生時の3倍である。よって、ひび割れ発生時に対してベースシヤ係数0.2で短期許容応力設計を行うと、終局時のベースシヤ係数は0.6となる。これは構造特性係数D s=0.6に相当し、妥当な設計であると考えられる。
ベースシヤ係数 0.2、最上階（屋根）の単位床面積当たり重量を 10 kN/m2、CHB の短期許容
せん断応力度を 0.25 N/㎜ 2 として、必要壁率 pr（床面積に対する壁水平断面積の比率）を平屋建で計算すると pr=0.008=0.80%、応力集中などによる形状係数 1.5 を考えると、設計用壁率は pd =0.0120=1.20 %となる。2, 3 階の場合、最上階を除く単位床面積当たり重量を 13 kN/m2 とし、固有周期は 2 階建で 0.2(s)、3 階建で 0.3(s)として Ai を考慮すると、必要壁率 pr と設計用壁率 pd
は表 3-5-3 のようになる。
表 3-5-3 より建築基準法施行令第 62 条の 4 第 2 項で規定されている「壁量 15cm/m2 以上」88

（150 ㎜/m2 以上）は平屋や最上階では計算上は過剰な値である。その他の階については、日本
建築学会（AIJ）の規準は過小な値となっている。
表 3-5-3 各階の壁率と壁量
壁率

平屋建の

2 階建の建築物

3 階建の建築物

または壁量

建築物

1階

2階

1階

2階

3階

必要壁率 pr0.00800.01840.00970.02880.02130.0113

設計用壁率 pd

0.01200.02760.0146

0.04320.03200.0170

長さ/床面積*(㎜/m2)

80

184

97

288

213

113

AIJ の壁量**(㎜/m2)

150

180

150

250

180

150

*設計用壁率 pd から求めた壁厚 150 ㎜の場合の壁量**AIJ 規準による壁量（最小の 150 は建築基準法施行令による値）（構面による低減係数と連層耐力壁の低減係数）
構面全体としての浮上りを考慮するため、構面のアスペクト比からも低減係数を計算する。また連層耐力壁としてのアスペクト比からも低減係数を計算する。なお、勾配屋根で高さが左右で異なる耐力壁の場合は平均高さを用いる。
構面に開口がある場合はそれに応じて負担する層せん断力が低減されるので、開口率（構面にある開口幅の計を構面の幅で除した値）をϕとして(1-ϕ)より低減係数が大きい場合は、構面の低減係数を考慮する必要はない。連層耐力壁による低減係数も同様で、低減係数の中で最も低減される低減係数を採用する。
（構面と連層耐力壁の低減係数の適用例）
図3-5-7a)～d)の場合、個々の耐力壁（A,B,C,・・・G 部）を1層耐力壁として(6)式よりアスペクト比rと(7)式より低減係数βを計算する。なお、図3-5-7d）の耐力壁D,E,F,Gの限界アスペクト比は0.5、その他の限界アスペクト比は1.0とする。次に構面と連層耐力壁としての低減係数を次のように求める。
a) 図3-5-7a)の場合、アスペクト比r=h/b、限界アスペクト比rc=0.5として構面の低減係数βを計算する。
b) 図3-5-7b)の場合、アスペクト比r=h/b、限界アスペクト比rc=0.91として構面の低減係数βを計算する。
c) 図3-5-7c)の場合、アスペクト比r=h/b、限界アスペクト比rc=1.1として構面の低減係数βを計算する。
d) 図3-5-7d)の場合、アスペクト比r=h/b、限界アスペクト比rc=1.1として構面の低減係数βを計算する。さらに、D,F 部と E,G 部は2層の耐力壁と考えて、アスペクト比と低減係数を計算する。

89

以上の計算は、水平震度k = 0.2とした短期許容応力設計に基づいており、浮上りに対してk = 0.2
は小さ過ぎるとの考えもあろうが、建築物全体の浮き上がりを考えると直交方向の耐力壁が負担している鉛直荷重を考慮するとk = 0.4以上となる。また、浮き上がりが生じても耐力壁は（その大きさを考慮すると）転倒に至る可能性は小さく、また浮き上がりによる崩壊モードは粘りのある崩壊であり、さらに縦筋と端部補強筋による引張力もあることを考えると以上の計算に用いた仮定は妥当な値と考えられる。

図 3-5-7 構面と連層壁のアスペクト比
7 条 床と屋根
1.

床と屋根は地震力や風圧力による水平力を耐力壁に伝達できるダイヤフラムとなるように
RC 造のスラブまたはそれと同等の構造とすること。

2.

ダイヤフラムのない場合は、連続する臥梁（結合梁）を設けること。

90

(2) 改善工法の提案①

在来CB造の長所a)

補強 CB 造（図 3-5-8）の壁は耐力壁かつ耐震壁として働くので、柱は不要である。

b)

目地厚は 10 ㎜で、CB 造の壁は見た目も美しく、モルタル仕上げを省略することができる。

c)

すべての空洞をグラウトで充填する必要はない。

d)

CB を積む際に縦筋の上まで持ち上げる必要はなく、施工が容易である（図 3-5-8 右）。

e)

地震・台風・津波・火災に対しても強靱である（写真 3-5-1）。

②在来CB造の短所
a)

臥梁の幅は壁厚より厚くなり、意匠上好ましくない場合がある。

b)

臥梁の施工（配筋・コンクリートの打設）が容易ではない。

c)

壁と壁の交差部や開口部周囲に型枠を設けコンクリートを打設する必要があり、施工は容易ではない（写真 3-5-2）。

図3-5-8 在来のCB造

91

写真3-5-1 2011東日本大震災時の津波にも耐えたCB造住宅

写真3-5-2 施工の合理化には型枠工事の簡略化が必要③

新しいCB造の提案

在来CB造の長所を残し、短所を極力少なくしたフィリピン向けの改善工法の基本方針を次のように考え、改善工法を提案する。
a)

高品質 CB の使用
・グラウト量の減少（補強筋の入る空洞部分のみグラウト、ただし提案 II では全充填）b)

施工の簡素化：・柱は不要（耐力壁は耐震壁としても働く）
・梁（臥梁）は不要または簡略化（RC 造スラブはダイヤフラムかつ臥梁としても働く）
・壁の交差部や開口周囲の施工の簡略化
・CB を用いた堅固な基礎（図 3-5-2）
・補強筋は D10 と D13 のみ（現場で容易に切断・折り曲げ加工できるのは D13 程度まで）

c)

施工期間の短縮92

・壁のモルタル仕上げ不要（外壁は防水仕上げが必要）
・最小限の型枠工事
・種々のスラブ採用（現場打ちRC、デッキ、プレキャスト等）
提案I（日本の補強CB造の改善工法）
提案Iは横筋用CB（図3-5-9）を用いた日本の補強CB造を改善し、床スラブを強化し臥梁を簡略にする工法であり（図3-5-1）、以下の特徴と留意点がある。
a) フィリピンでは基本ブロック（写真 3-5-3）のみを用いているが、横筋用とコーナー用の計
3 種の CB が必要となる（図 3-5-9）。（基本の代わりに横筋用を用いることも考えられ、この場合は 2 種となる。）
b) 壁端部の補強筋は浮き上がりに対して計算上では不要なので、耐力壁の隅角部のコンクリート打設は必ずしも必要ではなく、コーナー用 CB のファイスシェルを適宜切断加工
することで対応可能である。
c) 布基礎を CB で作るためには、基礎用 CB が必要となることも考えられる（図 3-5-2）。

写真 3-5-3 フィリピン（左）と日本（右）の CB

a)基本

b)横筋用

c)コーナー用

図 3-5-9 提案 I に用いる 3 種の CB
提案II（新しいCB40を用いた改善工法）
提案IIは新しいCB（図3-5-10）を用いた工法で次のような特徴がある。

93

a)

空積み(目地モルタルを用いないでCBを積む、傾斜が生じた場合は楔で修正)b)

階高充填（流動性のあるモルタルを3m程度の階高毎に充填する）

c)

全充填（写真3-5-2、試験によると空洞を残すのが困難）d)

破れ目地が可能（図3-5-12-1,12-2）e)

CBは基本と端部用の2種のみ（図3-5-11）f)

鉄筋先組工法にも対応

図3-5-10 提案II（空積み、階高充填、破れ目地を除いて提案Iと同じ）流動性のあるグラウト（モルタル）を用いた階高充填の試験（写真3-5-2）によると、グラウトは図3-5-9b)の横筋用CBのように上部が閉塞された空洞にも、空洞に閉じ込められた空気を圧縮し充填されることが分かった。このため、部分充填よりも全充填として、そのメリットを生かす方が良いとの判断である。
（この点は、昨年度の提案を変更した。）
なお、全充填とするならば、耐力壁の許容せん断応力度（0.25 N/㎜2）より大きな許容せん断応力度を採用することができ、必要壁率は6条の表や表4-3-3の値よりも大幅に（RM造の値を参考にすると1/2程度）減少させることができ、設計の自由度が高まることが期待される。この点については構造実験を行い確かめる必要があるので、次年度以降の検討事項として考えている。また、全充填とすることで、CBは2種（図3-5-11の基本と端部用）のみで、垂壁・腰壁・基礎（図3-5-2）もこの2種で可能となる。ただし、一部のCBには切断加工が必要となり、また垂壁の下面や腰壁の上面には型枠が必要である。

94

写真3-5-4 グラウトの階高充填の試験

a)基本

b)端部用
図 3-5-11 提案 II の新しい CB4095

図 3-5-12-1 提案 II の CB 積み方（破れ目地 3/8）

図 3-5-12-2 提案 II の CB 積み方（破れ目地 2/1）

提案II’（新しいCB45を用いた改善工法）
提案II’は新しいCB45（図3-5-13）を用いた工法で、提案IIに加えて次のような特徴がある。
a)

長さが（目地幅を加えると）455mmなので日本のモデュールに馴染む。

b)

高さが151mmとすると、CBの横と高さの比がほぼ1:3となり安定感が感じられる。

c)

個々のCBが軽量となるので作業性が向上する。

d)

高さ151mmは階段のステップ高さと同一にすることができ、意匠上のメリットがある。

96

a)基本

b)端部用
図 3-5-13 提案 II’の新しい CB45
提案 II と II’では 2 種類の CB のみが必要（図 3-5-11、図 3-5-13）で、どのような破れ目地も（もちろん芋目地も）可能で、意匠上のメリットが大きいと考えられる（図 3-5-14-1、14-2）。

a)CB40 破れ目地 3/8b)CB40 破れ目地 1/2

図 3-5-14-1 新しい CB40 による破れ目地

97a)CB45 破れ目地 1/3b)CB45 破れ目地 1/2

図 3-5-14-2 新しい CB45 による破れ目地④

新北方型 RM 住宅研究委員会報告書の紹介

2007 年の新北方型 RM 住宅研究委員会報告書によると組積造に対して図 3-5-15 のような課題と解決工法の提案が行われており、今後のさらなる改善工法への参考としたい。

図 3-5-15 新北方型 RM 住宅研究委員会報告書による組積造の課題と解決方法【参考文献】
1) 日本建築学会：「壁式構造関係設計規準集・同解説（メーソンリー編）」、2006.3
2) アールエム建築推進協議会：「中層RM構造設計指針・同解説」1994.1
3) 北海道建築技術協会他：「新北方型 RM 住宅研究委員会報告書」、2007.3（石山祐二）

98

３．６ CHB 帳壁の構造規準（案）１条 適用範囲
１．本規準は CHB 帳壁に適用する。
２．構造計算または特別な調査研究に基づいた場合は、本規準の一部を適用しないことができる。
２条 用語
帳壁：構造耐力を負担しない壁の総称
一般帳壁：向かい合う 2 辺で支持される帳壁（図 3-6-1 の A,B,C）
小壁帳壁：片持となる帳壁（図 3-6-1 の D,E,F）
主体構造：帳壁を支持する構造体
主要支点（間距離）：一般帳壁を支持する向かい合う 2 辺（の距離、図 3-6-1 の H）
持出し（長さ）：小壁帳壁の固定辺から自由辺まで（の長さ、図 3-6-1 の L）
主筋：主要支点間方向または持出し方向の鉄筋
配力筋：主筋と直交に配置する鉄筋
図 3-6-1 の壁 A,B,C は一般帳壁、壁 D,E,F は小壁帳壁で、図 3-6-1 の黒太線は主要支点と小壁帳壁の固定端である。

図 3-6-1 一般帳壁（A,B,C）と小壁帳壁（D,E,F）（黒太線が帳壁を支持する辺）３条 設計の原則と構造計算
１．帳壁は自重、壁面直交に作用する地震力・風圧力に安全かつ主体構造から脱落しないように設計する。

99

２．本規準の規定を構造計算によって緩和する場合は下記による。
1)一般帳壁は主要支点で支持されていると仮定して応力を求める。
2)小壁帳壁は片持壁と仮定して応力を求める。
3)帳壁の断面算定は CHB の引張強度を無視した曲げ理論による。
4)帳壁に作用する地震力の水平震度は 0.5 以上、小壁などに対しては 1.0 以上とする。
5)外部帳壁に作用する風圧力は地上面からの高さ、予想される風速などから算定する。
本規準は通常の建築物に作用する地震力や風圧力に対して問題が生じないような規定となっている。本規準を緩和する場合、基準の適用範囲を超える場合などは、構造計算によって適用を緩和または拡大してもよい。
４条 材料の品質
1.

帳壁に作用する CHB は B 種（実圧縮強度 12N/㎜ 2、公称圧縮強度 6N/㎜ 2）と同等以上のものとする。

2.

鉄筋は SD295A、SDR295 と同等（降伏点強度 295N/㎜ 2）以上のものとする。

3.

３．目地に用いるモルタルまたはコンクリートの設計強度は 18N/㎜ 2 以上とする。

５条 帳壁の厚さと規模
１．帳壁に用いる CHB ユニットの厚さは 150 ㎜以上とする。
２．帳壁を外壁に用いる場合、その高さは地盤面から 20m 以下とする。
３．帳壁の主要支点間距離は 3.5m 以下、地下階では 4.2m 以下とする。
４．小壁帳壁の持ち出し長さは 1.6m 以下とする。
外壁が地震力や風圧力で損傷し壁の破片が落下して外部に被害が広まらないように高さ 20mと規定している。高さ 20m を超えると風圧力が本規準で考えているより大きくなることがある。
なお、建物内部に用いる床面から高さ 1.2m 程度以下の小規模な造作などには厚さ 120 ㎜または 100 ㎜の CHB を用いてもよい。
６条 帳壁の接合と配筋
１．帳壁は主体構造に接合する。
２．主筋と配力筋は主体構造に定着する。
３．主筋と配力筋の定着にあと施工アンカーを用いてもよい。
４．帳壁によって RC 造柱が短柱とならないように配慮する。
５．帳壁の主筋は D10 程度以上@500 ㎜程度以下とする。
６．配力筋は D10 程度以上@800 ㎜程度以下とする。
７．帳壁の開口の周囲には D13 程度以上の鉄筋を配する。

100

主筋は D10 程度以上@500 ㎜程度以下としたが、これは部分的に 400 ㎜を超えても差し支えないことを意味している。また鉄筋もフィリピンの規格のものを採用することを考え D10 程度以上としている。なお、表 1 を参照すると、主筋を D10 間隔 400 ㎜とすると水平震度は 0.6 程度までとなる。
表 3-6-1 面外水平震度による主筋に応じた一般帳壁の高さ
1.0

面外水平震度
縦筋間隔

0.7

0.5

400 ㎜

800 ㎜

400 ㎜

800 ㎜

400 ㎜

800 ㎜

縦筋

D10

2.80m

1.98m

3.35m

2.37m

3.96m

2.80m

の種類

D13

3.75m

2.65m

4.48m

3.17m

5.30m

3.75m

図 3-6-2a)のラーメン構造に b)のように帳壁を入れると、地震力や風圧力に対する面内耐力は大幅に上昇するので、構造的に好ましい。しかし、大きな水平力を受けると c)のように斜めにひび割れが発生し、地震力は左右から作用するためひび割れは X 状に生ずる。地震力が大きくなると、帳壁に被害が生じ落下することもあり、これを防ぐために縦横に鉄筋を入れる必要があり、また鉄筋が容易に主体構造から抜け出さないように定着することも必要となる。

a)

b)

c)

図 3-6-2 帳壁（挿入壁）の水平力に対する効果と被害
RC 造架構の小壁帳壁は柱を拘束することになる。例えば、図 3-6-3a)の柱の変形は小壁の上端から梁下に集中し、柱の ho/D（ho：柱のクリヤ高さ、D：柱の成、図 3-6-4）が 2 以下（極短柱）となり、その柱には非常に脆いせん断破壊が生じやすくなる。これを防ぐため、b)の柱のように帳壁と柱の間に隙間（構造スリット）を入れることもある。また、c)の柱のように柱際の小壁帳壁を一般帳壁となるようにすることも考えられる。いずれにしても、帳壁が主体構造に悪影響を及ぼさないように、また被害が生じても大きな破壊に至らないようにする配慮が必要である。

101

a)

b)

c)

図 3-6-3 小壁帳壁と主体構造の柱図 3-6-4 柱の成 D、高さ Ho とクリヤ高さ ho（ho/D≦2 は極短柱）
図 3-6-5a)のように 1 階には帳壁がなく、上階に帳壁がある場合、地震動によって 1 階に変形が集中し 1 階の地震被害が大きくなり、このため 1 階が崩壊してしまう地震被害がしばしば見受けられる。これを防ぐため b)のように 1 階にも帳壁を設けることが好ましが、そのようなことが難しい場合には c)のように 1 階の柱の断面増大、強度・変形性能を上げておくことも良い方策である。

a)b)
図 3-6-5 主体構造に及ぼす帳壁（挿入壁）の影響

102

c)

７条 鉄筋の定着および継手
１．一般帳壁の主筋は主要支点間に継手を設けない。
２．小壁帳壁の主筋は継手を設けず、一端は主体構造に（主筋径を d として）長さ 30d 以上定
着し、他の一端は開口周囲の鉄筋にかぎ掛けする。
３．主筋端部と定着筋との重ね継手は 30d 以上とする。
４．定着筋の定着長さは 30d 以上とする。
５．定着筋の代わりに用いるあと施工アンカーの直径は 13mm 以上とし、埋め込み長さは 10d以上とする。
図 3-6-6a)のような等分布荷重を受ける壁に生ずる曲げモーメントと支点反力は、支持条件によって b)～e)のようになる。一般帳壁は d)のような場合を考え、中央部付近に主筋の継手を設けない。小壁帳壁は e)のような状態になるため、高さを 1.6m に制限している。d)の場合、主筋端部の引張力は 0 でせん断力のみが生ずるが、安全側に固定端と考えた場合の引張力も負担できる規定となっている。

図 3-6-6 等分布荷重を受ける壁に生ずる面外曲げモーメント
８条 施工
1.

鉄筋の入る縦横空洞部と縦目地に接する空洞部にはモルタルまたはコンクリートを充填する。

2.

２．打込み目地を除き、CHB のフェイスシェル目地塗面は目地材によって隣接する CHBと接合されるように組積する。

【参考文献】
1) 日本建築学会：「壁式構造関係設計規準集・同解説（メーソンリー編）」、2006.3（石山祐二）

103

104

３．７ 空洞ブロック規格についてのフィリピンと日本の比較(1) 概要空洞コンクリーブロック（以下、CHB と言う）に関するフィリピンの製品規格は存在するものの、あまり活用されていない状況であった。これを所管する貿易産業省フィリピン規格局（DTI-BPS）では、その改訂へ向けて有識者による検討会を行っていた。そうした中、2019 年 10 月のミンダナオ島群
発地震の被害を受けて、ドテルテ大統領の指示に基づき、急遽、構造壁用、非構造壁用、試験方法の 3 つの規格（いずれもアメリカの ASTM（American Society for Testing and Materials）をそのまま踏襲）を作成し、従来の CHB のフィリピン国家規格（以下、PNS（Philippine National
Standard）規格という）PNS 16：1984 規格を取り消してこれらに置き換えた。
1. PNS ASTM C90：2019 耐力コンクリート組積ユニットの標準規格
2. PNS ASTM C129：2019 非耐荷重コンクリート組積ユニットの標準規格
3. PNS ASTM C140 / C140M：2019 コンクリート組積ユニットおよび関連ユニットをサンプリ
ングおよびテストするための標準試験方法
現時点では、これらの製品規格改定の公布を行っている段階で、その施行（社会への定着）については、省の命令の案（第 6 章６．２参照）の段階であり、具体的な取り組みの方針は固まっていない状況である（2021 年 2 月現在）。なお、本プロジェクトでご協力いただいている現地のブロックメーカーからは、規格の改訂に関して、通商産業省関係からの情報は受けていないとのことである。
また、同省の規格関係のウエブサイトを参照したところ、所管部局毎の、規格の強制、採用など対象となっている規格のリスト（2020 年 7 月 7 日時点）が掲載されており、建築用の鉄筋、電気設備などの記載はあったが、コンクリート組積ユニット関係の規格の記載はなかった。
当初、フィリピン貿易産業省から、PNS 改訂の際に、JIS 適合品をフィリピンでも使えるようにしたいとの考えがあったが、JIS の資料がなく、断念した経緯があった。
今後、フィリピンにおいて、JIS 製品を PNS 適合品として扱ってもらうような措置を、フィリピンに要望することが考えられることから PNS と JIS の関係を明確化することとした。

(2) PNS 規格値と JIS 規格値の比較①

はじめに
フィリピンでは、CHB に関する PNS としてアメリカの ASTM を採用しており、ASTM では耐力壁用と外壁や間仕切り壁に使用する非耐力壁用に規格が分かれている。一方、JIS は耐力
壁、非耐力壁のいずれの用途にも共通するものとなっている。
PNS と JIS の比較にあたり、日本建築学会材料施工委員会組積工事運営委員会主査 川
上 勝弥先生（2021 年 3 月時点）のフィリピンと日本の CHB 規格についての興味深いコメントを頂いたので以下に記す。

105

（川上先生のコメント）
両国の規格ともその原典は ASTM であり、ASTM ではコンクリートブロックを強度及び用途で区分しています。フィリピンの規格は、ASTM を踏襲して耐力用および非耐力用と用途区分をしていると思います。わが国では、制定当時から帳壁用ブロックの扱いが曖昧で、1955 年改定
JIS は“補強コンクリーブロック構造用コンクリートブロック”として帳壁を除外した構造用に限定しましたが、別途“帳壁用ブロック”の JIS の制定を窺わせていました。しかし、1958 年改正で、帳壁ブロックとして“厚さ 100mm”のブロックが規定され、今に至っています。
JIS A 5406 は我が国の事情を反映して現在の規準に至り、特筆するものとして、①耐震性：地震対策として鉄筋を挿入する空洞部の大きさ②気候：耐久性、耐火性、透水性（北海道では防寒性）③ブロック塀、外構用としての使用④環境配慮した材料などがあげられます。
次に、JIS A 5406 の制定からの変遷を概観すると、生産のための規格から、設計者・使用者を念頭においた性能規格へと推移しています。その過程において、削除された主な項目は、次のとおりです。
・セメントと骨材の調合比（容積比）
・セメント量に対する製造個数
・セメントおよび骨材に関する試験
・養生温度・時間
・気乾かさ密度・最大吸水率に対する含湿率比
また、性能規格へ変貌する過程の改定委員会の構成をみると、その傾向を否定するものではありませんが、学会から生産者主導に移行しています。
加えて、生産者の立場から JIS を補完するものとして、JCBA（一般社団法人 全国建築コン
クリートブロック工業会）が作成している「製造規格」の存在も大きいものと思います。

川上先生のコメントにもあるように、JIS は 1955 年の改正で“補強コンクリーブロック構造用コンクリートブロック”として帳壁を除外した構造用（耐力壁用）に限定した内容となっており、1958年の改正で帳壁ブロックとして“厚さ 100mm”のブロックが追加されたが、特に帳壁用（非構造壁用）としての規格の制定はなされず、今に至っているとのことである。また、JIS では日本の事情を反映して、特に地震対策としての鉄筋を挿入する空洞部の大きさに関する規定があるが、ASTM にそのような規定は見られない。
ここでは、これらの点を念頭に置いて耐力壁用及び非耐力壁用のそれぞれの場合について比較検討する。

106

②

比較方法
比較する規格項目は、CHB の「性能」に関する PNS の項目のみとし、「使用材料」及び「仕上げと外観」に関する項目は PNS と JIS で大きな違いがないことから省略した。
実測例は、北海道所在のブロック製造会社で製造された CHB の基本形（圧縮強度区分の A、
B は PNS の「軽量」に、C は「中重量」に相当している）のデータと、本州所在のブロック製造会社で製造された CHB 基本形（PNS の「普通」に相当している）のデータである。
PNS 規格値のうち、次の 4 項目は JIS 規格値と直接比較できる。
(ⅰ)フェイスシェルの最低厚さ(ⅱ)ウェブの最低厚さ(ⅵ)最小ネットエリア強度(ⅷ)寸法の許容変動
また、次の３項目は両規格で異なる単位での表記となっており直接の比較はできないが、JIS
規格値を求める測定過程で得られるデータから計算可能であり、実測データでは PNS 規格値との比較が可能である。
(ⅲ)最小ウェブ面積率(ⅳ)絶乾密度(ⅴ)体積吸水率
最後に残る(ⅶ)線形収縮率に関しては、JIS 制定時（1952 年）から性能項目として取り入れられていない。CHB の線形収縮に関する既往の研究は筆者の知る限り 1956 年の浅野新一博士の研究１）のみである。それによると火山砂利を用いた CHB の乾燥収縮率は 0.020～0.034％くらいと述べられている。CHB に使用されているセメントの性質などが 1956 年当時と現在では異なること、試験方法が PNS に規定された試験方法と同じでないこと、などから断言はできないがPNS 規格値である 0.065％以下をクリアーすることは十分考えられる。
③

JIS のフェイスシェル及びウェブ厚さについて

JIS のフェイスシェル及びウェブの最低厚さ（15mm）は PNS（フェイスシェル 19mm～32mm、
ウェブ 19mm）と比較してかなり小さい。
この規定は、正味肉厚を薄くすることを可能とし軽量化に配慮することを主旨として 2017 年のJIA 改正時に変更された。改正の理由は、CHB の品質が重いことが施工における問題の一つとされ、性能を維持しつ軽量化を図るにはコンクリートの強度を高め容積空洞率を大きくすること、
つまり正味肉厚を薄くする必要があるためであり、規格が緩められたわけではない。
また、このように規定されることで強度の高いコンクリートを使用しなければならないことにより鉄筋を挿入する空洞部の断面積が拡張されることなど建築物としての性能向上が図られるとともに、形状や強度など CHB の選択の自由度がむしろ高められたと言える。
規格として正味肉厚の規定は薄くなったが、実際の寸法は容積空洞率又は圧縮強さとの関107

係によって決定されることに変わりはなく、フェイスシェルやウェブの最低厚さは 2017 年以前の旧規格（2010 年規格）の規定から逸脱しない範囲で規定されていると考えてよい。
④

比較結果
耐力壁用の CHB の比較結果

ア

表 3-7-１に耐力壁用 CHB の PNS 規格値、JIS 規格値及び JIS 製品の実測例を示す。
PNS 規格値と JIS 規格値を比較した結果、PNS 規格値をクリアーする JIS 規格値の項目
は、(ⅵ)最小ネットエリア強度のうちの「圧縮強さによる区分 C」(ⅷ)寸法の許容変動の 2 項目のみで、フェイスシェル及びウェブの最低厚さはイで述べた理由によりクリアーしていない。
一方、実測例と PNS 規格値を比較した場合、(ⅰ)フェイスシェルの最低厚さに関する「圧縮強さによる区分 C」(ⅵ)最小ネットエリア強度の「圧縮強さによる区分 A」
を除く大半の項目で PNS 規格値をクリアーしている。これは、現状では旧規格の JIS に対応した成形型枠（フェイスシェルの最低厚さ 20～25mm、ウェブの最低厚さ 20ｍｍ）を用いた
CHB の製造がなされていると推測されること、成形や養生、運搬などに十分耐えられる配合で製造されていると推測されること、などのためと考えられる。
イ

非耐力壁用の CHBPNS で規定されている非耐力壁用 CHB の規格値と JIS 規格値及び JIS 製品の実測例

を表 3-7-2 に示す。JIS は耐力壁用、非耐力壁用の区別がなく、いずれの用途にも同じ規格値が適用される。
PNS で規定されている性能項目は(ⅵ)最小ネットエリア強度(ⅶ)線形収縮率(ⅷ)寸法の許容変動の３項目のみで、(ⅶ)線形収縮率を除いて JIS 規格値は十分な余裕をもって PNS 規格値をクリアーしている。

(3) まとめ
PNS では、工場出荷するすべての CHB 製品の性能が PNS ASTM C90：2019 に基づく密度.
吸水、圧縮強度、寸法の最小要件に準拠していることの証明書の発行をオーナー（経営者）または認定代理人が行うものとしている。JIS 規格値は、耐力壁用の多くの項目で PNS 規格値をクリア
ーしていないが、現実には JIS 製品の多くが PNS 規格値をクリアーしていることを踏まえると、JIS108

の最低規格値が NPS の最低規格値を下回る場合、当該製品の実測値を証する書類を添付する
ことで、PNS 適合と認めてもらうように要望することが考えられる。
今後、フィリピン通商産業省のコンクリート組積ユニットに関するフィリピン規格局強制的製品認証制度（the BPS Mandatory Product Certification Schemes）の行政命令が公布されれば、日本の CHB 製品のフィリピンでの採用にあたっての具体的な手続きが明らかになり、その実現に向けて大きく前進することが期待できる。
なお、フィリピンでは現行の構造基準上、CHB を構造体として扱うことはできず、フィリピンの現在の CHB の利用には非構造壁用の CHB の PNS 規格が適用されると理解される（ノンエンジニ
アド住宅（建築許可なしの建築）の場合は構造壁となっている場合もある）。

109

110

表 3-7-2 物理的要件と寸法の許容変動についての PNS（PNS ASTM C129:2019）とJIS（JIS A 5406：2017）の対応（非力壁用）
物
理
的
要

PNS

件

(ⅵ)最小ネット
エリア強度
(MPa)

(ⅶ)線形収縮率(%)(ⅷ)寸法の
許容変動
(mm)

4.14

0.065 以下

±3.2 以内

規定なし±2.0 以内

未測定

0～1

等
規
格
値

規
格
値

JIS
実
測
例

A

8

B

12

C

16

A

12

B

15

C

19

【参考文献】
1)浅野新一：組積式コンクリートブロック造の湿潤乾燥繰返しが主因と考えられるきれつ現象とその対策について，北海道立寒地建築研究所研究報告 NO.1，1956.6（米澤 稔、吉野利幸）

111

参考資料１

PHILIPPINE NATIONAL STANDARDPNS ASTM C90:2019
With Amendment 1:2019(ASTM Published 2016)
ICS 91.100.30

フィリピン国家標準
PNS ASTM C90：2019
修正あり 1：2019（ASTM 発行 2016）
ICS 91.100.30

Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units
耐力壁用コンクリート組積ユニットの標準規格
National Foreword

国のまえがきThis Philippine National Standard PNS ASTM

このフィリピン国家標準 PNS ASTM C90：2019、耐力壁用コ

C90:2019, Standard Specification for Loadbearing

ンクリート組積ユニットの標準規格は、コンクリート、鉄筋コン

Concrete Masonry Units, was recommended for

クリートおよびプレストレストコンクリート（BPS / TC 5）に関す

adoption by the Bureau of Philippine Standards

るフィリピン標準局技術委員会による採用が推奨され、フィリTechnical Committee on Concrete, Reinforced Concrete

ピン基準局によるフィリピン国家標準としての採用が承認されand Pre-Stressed Concrete (BPS/TC 5) and wasました。

approved for adoption as Philippine National Standard
by the Bureau of Philippine Standards

The adoption of this standard includes Amendment

この規格の採用には、遵守事項とマーキングの追加要件を

1:2019, which modifies ASTM C90-16a to include

含めるために ASTM C90-16a を変更した修正 1：2019 が含

additional requirements for compliance and marking.

まれます。

PNS ASTM C90:2019 Standard Specification for

PNS ASTM C90：2019 耐力壁用コンクリート組積ユニットのLoadbearing Concrete Masonry Units, PNS ASTM

標準規格、PNS ASTM C129：2019 非耐力壁用コンクリート

C129:2019 Standard Specification for Nonloadbearing組 積 ユ ニ ッ ト の 標 準 規 格 、 お よ び PNS ASTM C140 /Concrete

C140M：2019 コンクリート組積ユニットおよび関連ユニットのMasonry

Units

and

PNS

ASTM

112

C140/C140M:2019

Standard

Test

Methodsfor

Sampling and Testing Concrete Masonry Units andサンプリングと試験のための標準試験方法は PNS16：1984
を廃止し、置き換えます。

Related Units cancels and replace PNS 16:1984.

This Philippine National Standard is derived from

このフィリピンの国家規格は、耐力壁用コンクリート組積ユニ

ASTM

ッ トの標準規 格 である ASTM C90-16a、 著作 権 ASTM

C90-16a,Standard

Specificationfor

Loadbearing Concrete Masonry Units, CopyrightInternational 、 100

ASTM International, 100 Barr Harbor Drive WestConshohocken 、 PA 19428 、 USA に 基 づ い て い ま す 。

Conshohocken,

ASTM International の許可を得て転載。

PA

19428,

USA.

Reprinted

by

Barr

Harbor

Drive

West

permission of ASTM International

Published by the Bureau of Philippine Standards

フィリピン基準局が発行

November 20192019 年 11 月

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part

全著作権所有。特に明記されていない限り、この出版物のいof this publication may be reproduced or utilized in any

かなる部分も、出版社からの書面による許可なしに、いかなる

form or by any means, electronic or mechanical,

形式または手段によっても、複写またはマイクロフィルムを含

including

む電子的または機械的に複製または利用することはできませphotocopying

andmicrofilm,

without

permission in writing from the publisherん。

Philippine National Standard

フィリピン国家標準 PNS ASTM C90：2019

PNS ASTM C90:2019

修正 1：2019

Amendment 1: 2019

Standard Specification for Loadbearing Concrete

耐力壁用コンクリート組積ユニットの標準規格

Masonry Units

Clause/Subclause

条項/節の修正

Amendment

7.FInish and Appearance

Add the following clause;

7.仕上げと外観

7.4 少なくとも、個々のユニットは「loadbearing」とマークさ

7.4 At a minimum, Individual units shall be marked
as "Loadbearing."
9.Compliance

次の条項を追加します。

れなければならない。
Add the following clause:

9.遵守事項

次の句を追加します。

9.2 The manufacturer shall issue a certificate signed

9.2 製造者は、すべての完成品が PNS ASTM C90：2019by the owner or its authorized representative, for everyに基づく以下の最小要件に準拠していることを証明するため

delivery, attesting that every finished product compliesに、すべての納品について、所有者または認定代理人が署113

with the following minimum requirements under PNS

名した証明書を発行するものとします。

ASTM C90:2019
a. Density

a.密度

b. Water Absorption

b.吸水

c. Compression Strengthc.圧縮強度d.

Dimensions

d.寸法

This

international

standardwasdevelopedin

この国際規格は、貿易の技術的障害に関する協定（TBT）委

accordance with internationally recognized principles

員会によって発行された国際規格、ガイド、および推奨事項

on standardization established in the Decision onの開発に関する原則に関する決定で確立された標準化に関Principles for the Development of International

する国際的に認められた原則に従って開発されました。

Standards, Guides and Recommendations issued by
the World Organization
Technical Barriers to Trade (TBT) committee.

Designation: C90-16a

呼称：C90-16a

Standard Specification for Loadbearing Concrete

耐力壁用コンクリート組積ユニットの標準規格 1

Masonry Units 1
This standard is issued under the fixed designation

この規格は、C90 という固定名称で発行されています。指定

C90;

the

直後の番号は、最初の採用年、または最後の改訂の場合はdesignation indicates the year of original adoption or,

その年を示します。括弧内の数字は最後の再承認の年でin the case of last revision. A number in parentheses

す。上付きのイプシロン（ε）は、最後の改訂または再承認以

the year of last reapproval. A superscript epsilon (ε)

降の編集上の変更を示します。

indicates an editorial change since the last revision or

この規格は、米国国防総省の機関による使用が承認されてreapproval.

います。

the

numberimmediately

followingThis standard has been approved for use by agencies of
the U.S Department of Defense.

1.範囲*

1. Scope *1.1 This specification covers hollow and solid (see 5.3

1.1 この規格は、他の材料を含む、または含まない水硬性

and 5.4) concrete masonry units made from hydraulic

セメント、水、および鉱物骨材から作られた中空および中実

cement, water, and mineral aggregates with or without（5.3 および 5.4 を参照）のコンクリート組積ユニットを対象とし

the inclusion of other materials. There are three classesています。コンクリート組積ユニットには、普通重量、中重量、

of concrete masonry units: Normal Weight, Medium

軽量の 3 つのクラスがあります。これらのユニットは、耐力壁

Weight, and Lightweight. These units are suitable for

用と非耐力壁用の両方に適しています。

both loadbearing and nonloadbearing applications.

114

this

1.2 この規格の対象となるコンクリート組積ユニットは、軽量

specification are made from lightweight or normal

または通常の重量の骨材、あるいはその両方から作られていweight aggregates, or both.

ます。

Note 1 —The requirements of this specification have

注 1 —この規格の要件は 1 世紀以上にわたって調査、評価、

been researched, evaluate, and established for over a

確立されており、その結果、物理的特性や特質が定義されてcentury, resulting in the physical properties andいます。これらの要件は、低スランプコンクリートまたはゼロス

attributes defined here. These requirements are

ランプコンクリートを使用して機械設備で製造されたコンクリ

uniquely and solely applicable to concrete masonryート組積ユニットと、ここで定義されている構成材料にのみ適

units manufactured on equipment using low or zero

用されます。コンクリート組積ユニットの多くの性能特性は、直slump concrete and the constituent materials defined

接的に評価されたものか本質的に内在するものかにかかわら

herein. Many performance attributes of concrete

ず、直接測定・評価されることなしに、この規格の要求事項とmasonry units are in directly accounted for, or

なっています。

1.2

Concrete masonryunitscoveredbyinherently reflected within, the requirements of thisspecification without direct measurement, assessment,
or evaluation.
Applying the requirements of this specification to

外観、使用、または性質がこの規格の対象となる製品に類似

products that may be similar in appearance, use, or

している可能性がある製品にこの規格の要件を適用しても、

nature to those covered by this specification may not

通常の曝露環境下で実際に使用した結果として得られる建address all pertinent physical properties necessary to

物の性能または有用性を確保するために必要なすべての関ensure performance or serviceability of the resulting

連物理特性に対応しない場合があります。

construction in real-world applications under typical

この規格でカバーされていない代替材料、製造方法、または

exposure environments.

養生手順で製造された製品は、この規格の要件のみで評価

Products manufactured using alternative materials,

されるべきではありません。

manufacturing methods, or curing processes notcovered by this specification should not be evaluatedsolely using the requirements in this specification;

ただし、新製品の開発者は、この規格の特性要件をユニット

however, developers of new products can consider the

性能の最初のベンチマークと見なすことができます。システム

property requirements of this specification as a

性能とユニット性能について新製品を試験することは妥当でbeginning benchmark for unit performance. It is

す。

reasonable

to

test

new

products

forsystemperformance as well as unit performance.
1.3 The text of this specification references notes and1.3 この規格のテキストは、説明資料を提供するメモと脚注

footnotes which provide explanatory material. Theseを参照します。これらの注記および脚注（表および図にあるもnotes and footnotes (excluding those in tables andのを除く）は、規格の要件とは見なされません。

figures) shall not be considered as requirements of thestandard.

115

1.4 The values stated in inch-pound units are to be

1.4 インチポンド単位で示された値は、規格と見なされま

regarded as standard. The values given in parentheses

す。括弧内の値は SI 単位への数学的変換であり、情報提供

are mathematical conversions to SI units that are

のみを目的としており、規格とは見なされません。

provided for information only and are not considered
standard.
Note 2 － When particular features are desired such

注 2－外観や結合の表面テクスチャ、仕上げ、色、または密as surface textures for appearance or bond, finish,

度分類、高い圧縮強度、耐火性、熱性能、音響性能などのcolor,

特定の特性などの特定の機能が必要な場合、これらの機能

orparticularclassification,
resistance,

properties

such asdensityhighercompressive

strength,fire

は、購入者が個別に指定する必要があります。供給者は、望thermalperformanceor

acoustical

ましい機能を備えたユニットの可用性について相談に努める

performance, these features should be specified

必要があります。

separately by the purchaser. Suppliers should be
consulted as to the availability of units having thedesired features,

2.参照ドキュメント

2. Referenced Documents
2.1 ASTM Standards; 2

2.1 ASTM 規格; 2

C33/C33M Specification for Concrete Aggregates

C33 / C33M コンクリート用骨材の規格

C140/C140M Test Methods for Sampling andC140 / C140M コンクリート組積ユニットおよび関連ユニッTesting Concrete Masonry Units and Related

トのサンプリングと試験のための試験方法

Units
C150/C150M; Specification for Portland Cement

C150 / C150M;ポルトランドセメントの規格

C331/C331M;

C331 / C331M;コンクリート組積ユニット用の軽量骨材のSpecification

forLightweight

Aggregates for Concrete Masonry Units

規格

C426; Test Method for Linear Drying Shrinkage ofConcrete Masonry Units

C426;コンクリート組積ユニットの線形乾燥収縮の試験方法

C595/C595M; Specification for Blended Hydraulic

C595 / C595M;混合水硬性セメントの規格

Cements
C618; Specification for Coal Fly Ash and Raw or
Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete
C979/C979M;

Specification

for

Pigments

生または焼成天然ポゾランの規格
forIntegrally Colored Concrete.

in Concrete and Mortars.
Performance

C979 / C979M;完全に着色されたコンクリート用の顔料の規格

C989/C989M; Specification for Slag Cement for Use

C1157/C1157M

C618;石炭フライアッシュとコンクリートで使用するためのC989 / C989M;コンクリートとモルタルで使用するスラグセ
メントの規格Specification

for

Hydraulic Cement.

116

C1157 / C1157M 水硬性セメントの性能規格

C1232 Terminology of Masonry.

C1232 組積用語

C1240 Specification for Silica Fume Used in

C1240 セメント系混合物で使用されるシリカフュームの規

Cementitious Mixtures.

格C1314 組積プリズムの圧縮強度の試験方法

C1314 Test Method for Compressive Strength ofMasonry Prisms.

E519 / E519M 組積体の斜め張力（せん断）の試験方法

E519/E519M Test Method for Diagonal Tension(Shear) in Masonry Assemblages.

E72 建築構造用パネルの Conducting 強度試験方法

E72 Test Methods of Conducting Strength Tests ofPanels for Building Construction.

3.用語

3. Terminology

3.1 用語 C1232 で定義されている用語がこの規格に適用

3.1 Terminology defined in Terminology C1232 shallapply for this specification.

されます。

1 This specification is under the jurisdiction of ASTM

1 この規格は、製造された組積ユニットに関する ASTM 委員

Committee C15 on Manufactured Masonry Units and会 C15 の管轄下にあり、コンクリート組積ユニットおよび関連

is the direct responsibility of Subcommittee C15.03 on

ユニットに関する小委員会 C15.03 の直接の責任です。

Concrete Masonry Units and Related Units.

現在の版は 2016 年 12 月 15 日に承認され、2017 年 1 月

Current edition approved Dec. 15, 2016. Publishedに発行されました。もともとは、1931 年に承認され、最後の旧

January 2017. Originally

版 は C90-15 と し て 2016 年 に 承 認 さ れ ま し た 。 DOI ：previous

editionapproved

approved in 1931, Last
in

2016

as

C90-15.

10.1520 / C0090-16A。

DOI:10.1520/C0090-16A.
2 For referenced ASTM standards, visit the ASTM

2 参照されている ASTM 規格については、ASTM Web サイ

website, www.astm.org, or contact ASTM Customer

ト（www.astm.org）にアクセスするか、ASTM カスタマーサ

Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM

ー ビ ス （ service@astm.org ） に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

Standards volume information, refer to the standard’s

ASTM 規格の年次情報については、ASTM Web サイトの規Document Summary page on the ASTM website.

格のドキュメントの概要ページを参照してください。

*A Summary of Changes section appears at the end of*この規格の最後に「変更の概要」セクションが表示されます

this standard

4.材料

4. Materials
4.1

Cementitious

Materials—Materials

4.1 セメント系材料-材料は、以下の該当する規格に準拠す

shallconform to the following applicable specifications:るものとします。

4.1.1 Portland Cement—Specification C150/C 150M.

4.1.1 ポルトランドセメント-規格 C150 / C 150M。

4.1.2 Modified Portland Cement—Portland cement

4.1.2 変更されたポルトランドセメント-規格 C150 / C 150M

conforming to Specification C150/C 150M, modified asに準拠したポルトランドセメント、次のように変更されました。

follows:

117

(1) Limestone—If calcium carbonate is added tothe cement, the CaCO, content shall not be less than

（1）石灰石－炭酸カルシウムをセメントに添加する場
合、CaCO 含有量は 85％以上でなければなりません。

85 %.
(2) Limitation on Insoluble Residue—1.5 %.

（2）不溶残分の制限—1.5％。

(3) Limitation on Air Content of Mortar—Volume（3）モルタルの含有空気量の制限-体積パーセント、最
大 22％。

percent, 22 % max.

（4）強熱減量の制限— 7％、(4) Limitation on Loss on Ignition—7 %,4.1.3 混合水硬性セメント-規格 C595 / C595M、4.1.3 Blended Hydraulic Cements—Specification
C595/C595M,
4.1.4Hydraulic4.1.4 水硬性セメント-規格 C1157 / C11S7M。

Cement—Specification

C1157/C11S7M.
4.1.5 Pozzolans—Specification C618.

4.1.5 ポゾラン—規格 C618。

4.1.6 Blast Furnace Slag Cement—Specification

4.1.6 高炉スラグセメント-規格 C989 / C989M。

C989/C989M.
4.1.7 Silica Fume—Specification C1240.

4.1.7 シリカフューム-規格 C1240。

4.2 Aggregates—Aggregates shall conform to the

4.2 骨材－骨材はグレーディング要件を除く以下の規格に

following

specifications,

exceptforthegrading準拠するものとします。

requirements: 4
4.2.1

NormalWeightAggregates—Specification

4.2.1 普通骨材-規格 C33 / C33M、Aggregates—Specification

4.2.2 軽量骨材-規格 C331 / C331M

C33/C33M,
4.2.2

LightweightC331/C331M
Note 3—The grading requirements of Specifications

注 3-規格 C33 / C33 および C331 / C33IM のグレーディン

C33/C33 and C331/C33IM may not be suitable for

グ要件は、コンクリート組積製品に適していない場合がありま

concrete

す。このため、生産者は、この規格のニーズと要件を満たす

masonry

production.

Becauseof

this,producers are allowed to modify to meet their needs

ように変更することができます。

and the requirements of this specification.
4.3 完全に着色されたコンクリート用の顔料-規格 C979 /4.3 Pigments for Integrally Colored Concrete—

C979M。

Specification C979/C979M.
agents,4.4 その他の構成要素-空気連行剤、一体型撥水剤、およintegral water repellents, and other constituents shall

びその他の構成要素は、コンクリート組積ユニットでの使用に

be previously established as suitable for use in concrete

適するものとして事前に確立され、適用される ASTM 規格にmasonry units and shall conform to applicable ASTM

準拠するか、耐久性に悪影響を及ぼさないことが試験またはstandards or shall be shown by test or experience not

経験によって示されなければならないコンクリート組積ユニッ

to be detrimental to the durability of the concrete

ト、または組積工事で通常使用される材料

4.4

Other

Constituents—Air-entraining118

masonry units or any material customarily used inmasonry construction.

5.物理的要件

5. Physical Requirements
5.1 At the time of delivery to the purchaser, units

5.1 購入者への配送時に、ユニットは表 1 と表 2 に規定さshall conform to the physical requirements prescribed

れている物理的要件に準拠している必要があります。すべて

in Table 1 and Table 2. All units shall be sound and freeのユニットは健全で亀裂がなく、ユニットの適切な配置を妨げ

of cracks or other defects that interfere with the proper

る、または建物の強度または永続性を著しく害するその他のplacement of the unit or significantly impair the

欠陥がないものとします。通常の製造方法に付随する小さな

strength or permanence of the construction. Minor

亀裂、または出荷と配送での通常の取り扱い方法に起因す

cracks, incidental to the usual method of manufacture

る小さな欠けは、拒否の理由にはなりません。

or minor chipping resulting from customary methods ofhandling in shipment and delivery, are not grounds forrejection.
Note 4—Higher compressive strengths than those

注 4-表 2 にリストされているものよりも高い圧縮強度は設計でlisted in Table 2 may be specified where required by

要求された部分に明記されます。より高い圧縮強度のユニッ

design.

トが入手可能かどうかを判断するには、供給者と相談してくだ

Consultwithsuppliers

todetermine

availability of units of higher compressive strength.

さい。

Note 5－Oven-dry densities of concrete masonry units

注 5－コンクリート組積ユニットの乾燥密度は、一般に 85〜

generally fall within the range of 85 to 145 lbf/ft3 (1360

145 lbf / ft3（1360〜2320 kg / m3）の範囲です。利用可能

to 2320 kg/m’). Because available densities will vary,な密度はさまざまであるため、プロジェクトの要件を明記する

suppliers should be consulted before specifying project

前に供給者に相談する必要があります。

requirements.
5.1.1 When higher compressive strengths than those

5.1.1 表 2 に記載されているものより高い圧縮強度が指定

listed in Table 2 are specified, the tested average net

されている場合、3 個のユニットの試験された平均正味面積

area compressive strength of three units shall equal or

圧縮強度は指定された圧縮強度以上であり、3 個のすべてのexceed the specified compressive strength, and the

ユニットの試験された個々のユニット正味面積圧縮強度は指

tested individual unit net area compressive strength of

定された圧縮強度の 90％を超える必要があります。圧縮強all three units shall exceed 90 % of the specified

度は 8.2 に従って試験しなければならない。

compressive strength. Compressive strength shall betested in accordance with 8.2.
5.2 At the time of delivery to the purchaser, the5.2 購入者への配送時に、8.3 に従って試験した場合、試average linear shrinkage of the three units tested shall験した 3 個のユニットの平均線形収縮は 0.065％を超えては

not exceed 0.065% when tested in accordance with 8.3.

なりません。

Note6；The purchaser is the public body or authority,

注 6；購入者とは、コンクリート組積ユニットを購入または設置

association, corporation, partnership, or individual

する、あるいはその両方を行うための契約または合意を結

119entering into a contract or agreement to purchase or

ぶ、公的機関または当局、協会、企業、パートナーシップ、まinstall, or both, concrete masonry units. The time of

たは個人のことです。購入者または購入者の代理人がコンク

delivery to the purchaser is FOB plant when the

リート組積ユニットを輸送するとき、あるいは製造者または製

purchaser or the purchaser’s agent transports the

造者の代理人がコンクリート組積ユニット作業現場に荷下ろconcrete masonry units, or at the time unloaded at the

しするときの購入者への配達時刻は工場積込時刻です。

worksite if the manufacturer or the manufacturer’s
agent transports the concrete masonry units.
5.3 Hollow Units;

5.3 中空ユニット;

5.3.1 Face shell thickness (lfs) and web thickness (lw)

5.3.1 フェイスシェルの厚さ（lfs）とウェブの厚さ（lw）は、表

shall conform to the requirements prescribed in Table

1 に規定されている要件に準拠する必要があります。

1.

注 7;試験方法 E72、C1314、E519 / E519M、または他の適Note 7; Web thickness (lw) not conforming to the

用可能な試験の適切な規定に従って試験され、適切な構造

requirements prescribed in Table 1 may be approved,

的機能が確立されている場合、表 1 に規定された要件に準

provided equivalent structural capability has been

拠しないウェブの厚さ（lw）は承認されます。開発された設計

established when tested in accordance with the

基準は、該当する建築基準法に準拠しています。

applicable provisions of Test Methods E72, C1314,
E519/E519M, or other applicable tests and appropriate
design criteria developed is in accordance withapplicable building codes.

5.4 Solid Units:

5.4 中実ユニット：

5.4.1 The net cross-sectional area of solid units in

5.4.1 支承面に平行なすべての平面での中実ユニットの正every plane parallel to the bearing surface shall be not

味断面積は、同じ平面で測定された総断面積の 75％以上でless than 75 % of the gross cross-sectional area

なければならない。

measured in the same plane.
5.5 End Flanges:

5.5 エンドフランジ：

5.5.1 For units having end flanges, the thickness of

5.5.1 エンドフランジを備えたユニットの場合、各フランジのeach flange shall not be less than the minimum face

厚さは、フェイスシェルの最小厚さを下回ってはなりません。

shell thickness.
Note 8－Flanges beveled at the ends for mortarless

注 8－グラウトが充填されるモルタルレスヘッドジョイントアプリ

head joint applications that will be filled with grout are

ケーションの端に面取りされたフランジは、この要件から除外

exempt from this requirement. Flanges which are

されます。同等の性能を提供するために試験または現場でのspecially shaped for mortarless head joint applications

経験によって示されているモルタルレスヘッドジョイント用途

which have been shown by testing or field experience

向けに特別に成形されたフランジは、この要件から除外されto provide equivalent performance are exempt fromます。

this requirement.

120

Table 1 Minimum Face Shells and Web Requirements.A
Nominal

Face

Width

Thickness

(W)

shell

of Units, in.

(tfs),min,(mm)in. (mm) B,C

表 1 最小フェイスシェルとウェブの要件 A

Webs
Web

Normalized

Thickness C

Web

(tw),

(Anw), min,min,

ユ ニ ッ ト の公

フェイスシェ

称幅(W), in.

ルの最小厚

ウェブの最小標準化ウェブ(mm)さ，(tfs),

厚 さ C (tw),最 小 面 積min,in.

in (mm)(Anw),Area

ウェブ(mm) B,C

in.2/ft2

in.2/ft2

in. (mm)(mm2/m2) D(mm2/m2) D
3 (76.2) and3/4 (19)

3/4 (19)

3 (76.2) and6.5 (45,140)

3/4 (19)

3/4 (19)

6.5 (45,140)

4 (10.2)

4 (10.2)
6 (152)

1 (25)

3/4 (19)

6.5 (45,140)

6 (152)

1 (25)

3/4 (19)

6.5 (45,140)

8 (203) and1 1/4(32)

3/4 (19)

6.5 (45,140)

8 (203) 以上

1 1/4(32)

3/4 (19)

6.5 (45,140)

greater

A Average of measurements on a minimum of 3 units

A 試験方法 C140 / C140M で説明されているように測定さwhen measured as

れた場合、最小 3 ユニットの測定の平均。

described in Test Methods

C140/C140M.
B When this standard is used for units having split

B この規格が割裂面を持つユニットに使用される場合、表示

surfaces, a maximum of 10 % of the split surface isされている厚さより薄い割裂面は最大 10％まで許容される

permitted to have thickness less than those shown, but

が、3/4 インチ（19.1 mm）以上の厚さを持つこと。 ユニットがnot less than 3/4 in. (19.1 mm). When the units are to

全充填される場合、10％の制限は適用されず、脚注 C はフ

be solid grouted, the 10 % limit does not apply andェイスシェル全体に対しての厚さの要件を定めます。

Footnote C establishes a thickness requirement for theentire face shell.
C When the units are to be solid grouted, minimum face

C ユニットが全充填である場合、最小のフェイスシェルとウェ

shell and web thickness shall be not less than 5/8 in.

ブの厚さは 5/8 インチ（16 mm）以上でなければなりません。

(16 mm).
D Minimum normalized web area does not apply to theD 最小正規化ウェブ領域は、ユニットのグラウトで満たされる

portion of the unit to be filled with grout. The length of

部分には適用されません。 その部分の長さは、最小ウェブ

that portion shall be deducted from the overall length

断面積の計算のためにユニットの全長から差し引かれますof the unit for the calculation of the minimum web
cross-sectional area.

Table

2

Strength,

Absorption,andDensityNet

表 2 強度、吸収率、および密度の分類要件 A

Classification Requirements A
DensitOven-

Maximum

Minimum

密絶乾密度,

最大吸水率, lb/ft3

最小全断面積圧縮

y

Dry

Water

area

度

lb/ft3(kg/m3)強度, lb/in2 (Mpa)

Classif

Density

Absorption,

Compressive

分(kg/m3)

icationoflb/ft3 (kg/m3)

Strength,

類

Concrete,

lb/in2

(Mpa)

3 個の平

3 個の

１個の

3 個の

１個の

均

平均

値

平均

値

軽

105

18

20

2000

1800

量

(1680) 以

(288)

(320)

(13.8)(12.4)

lb/ft3(kg/m3)
Average

Aver

IndiviAveragIndivi

of

age

dual

e of 3

dual

3

下

121

Units中105 以 上

15

17

2000

1800

Unit

重

125 未 満

(240)

(272)

(13.8)(12.4)

s

量(1680-

of 3

Units

Units

Units

Light

Less

18

20

2000

1800

weightthan 105

(288

(320)

(13.8)(12.4)(1680)

)

2000)
標

125

13

15

2000

1800

準

(2000) 以

(208)

(240)

(13.8)(12.4)

上

15

17

2000

1800

重

less than

(240

(272)

(13.8)(12.4)

量

125

)

Mediu

105

m
Weigh
t

(1680-toA

8.2 に従って決定された圧縮強度、吸収、および密度。

2000)
Norma

125

13

15

2000

1800

l

(2000) or

(208

(240)

(13.8)(12.4)

Weigh

more

)

t

A Compressive strength, absorption, and density
determined in accordance with 8.2.
6.寸法の許容変動

6. Permissible Variations in Dimensions
6.1 Standard Units－For standard units, no overall

6.1 標準ユニット－標準ユニットの場合、全体の寸法（幅、dimension (width, height, and length) shall differ by

高さ、および長さ）は、指定された寸法と±1/8 インチ（3.2

more than±1/8 in. (3.2 mm) from the specifiedmm）を超えてはなりません。

dimensions.
6.2 特定のフィーチャユニット－特定のフィーチャユニット

6.2 Particular Feature Units－For particular featureunits, dimensions shall be in accordance with theの場合、寸法は以下に従っている必要があります。

following:
6.2.1 For molded face units. no overall dimension

6.2.1 成形面ユニットの場合。全体の寸法（幅、高さ、およ(width, height, and length) shall differ by more thanび長さ）が、指定された規格寸法と±1 / 8 インチ（3.2 mm）以±1/8 in. (3.2 mm) from the specified standard

上異なることはありません。成形フィーチャーの寸法は、指定

dimension. Dimensions of molded features shall be

された規格寸法の±1 / 16 インチ（1.6 mm）以内であり、成形

within ±1/16 in, (1.6 mm) of the specified standard

フィーチャーの指定された配置の±1 / 16 インチ（1.6 mm）以

dimensions and shall be within ±1/16 in. (1.6 mm) of

内でなければなりません。

the specified placement of the molded feature,
Note 9－Molded features include, but are not limited

注 9－成形フィーチャーには、リブ、スコア、六角形、および

to: ribs, scores, hex-shapes, and patterns.

パターンが含まれますが、これらに限定されません。

6.2.2 For split-faced units, all non-split overall

6.2.2 割裂ユニットの場合、割裂されていないすべての全

dimensions shall differ by not more than ±1/8 in.

体 寸 法 は 、 指 定 さ れ た 規 格 寸 法 と の 差 が ±1 / 8 イ ン チ(3.2mm ) from the specified standard dimensions.

（3.2mm）以下でなければならない。

6.2.3 For slump units, no overall height dimension

6.2.3 スランプユニットの場合、全高の寸法が、指定された

shall differ by more than ±1/8 in.(3.2mm ) from the

規格寸法と 1 / 8 インチ（3.2mm）以上異なることはありませspecified standard dimension.

ん。

Note 10 - On faces that are split or slumped, overall

注 10－スプリットまたはスランプのある面では、全体の寸法が122dimensions will vary. Consult with suppliers to異なります。これらの機能を含む製品の達成可能な寸法公差

determine achievable dimensional tolerances forを決定するには、サプライヤーに相談してください。

products including these features.

7.仕上げと外観

7. Finish and Appearance
7.1 No more than 5 % of the units in the shipment

7.1 積荷内のユニットの 5％以下は、7.1.1 から 7.1.4 およshall exhibit one or more of the characteristics

び 7.2 に記載されている特性の 1 つ以上を示さなければなり

described in 7.1.1 through 7.1.4 and 7.2.

ません。
7.1.1 寸法が 6.1 の要件を満たしていないユニット。

7.1.1 Units with dimensions not meeting therequirements of 6.1.

7.1.2 仕上げ面が 1 インチ（25.4 mm）以上のチップを含

7.1.2 Units with finished face(s) containing chips
larger than 1 in. (25.4 mm) in any direction.

むユニット。
7.1.3 仕上げ面が 0.02 インチ（0.5 mm）より広く、ユニット

7.1.3 Units with finished face(s) containing cracks
wider than 0.02 in. (0.5 mm) and longer than 25% ofの公称高さの 25％を超える亀裂を含むユニット。

the nominal height of the unit.
7.1.4 壊れているユニット。

7.1.4 Units that are broken.
Note 11－Units specified to have particular features or

注 11－スプリットフェースやタンブルユニットなど、特定の機

finishes, such as split-face and tumbled units, should

能または仕上げを持つように指定されたユニットは、7.1.2 のnot be evaluated for conformance of such features to the

要件へのそのような機能の適合について評価されるべきでは

requirements of 7.1.2.

ありません。

7.2 Where units are to be used in exposed wall

7.2 ユニットが露出壁構造で使用される場合、露出される

construction, the face or faces that are to be exposed

面は、7.1.2 および 7.1.3 で許容されていない他の欠陥の欠

shall not show chips or cracks, not otherwise permitted

けや亀裂を、拡散照明下で 20 フィート（6.0 m）より少なくな

in 7.1.2 and 7.1.3, of other imperfections when viewed

い場所から見たときに見えてはてはなりません。

from a distance of not less than 20 ft (6.0 m) under
diffused lighting.
7.3 The color and texture of units shall be specified

7.3 ユニットの色と質感は購入者が指定するものとします。

by the purchaser. The finished surfaces that will be

所定の場所に露出する仕上げ面は、許容されるテクスチャとexposed in place shall conform to an approved sample,

色の範囲を表す、4 ユニット以上で構成される承認済みサン

consisting of not less than four units, representing theプルに準拠する必要があります。

range of texture and color permitted.
Note 12 – Concrete masonry units are produced using

注 12 –コンクリート組積ユニットは、多種多様な天然骨材およa wide variety of natural aggregates and other

びその他の材料を使用して製造されます。そのため、天然素

materials. As such, slight variations inherent from

材に固有のわずかな変動が予想されます。ユニットの指定とnatural materials should be expected. Since specifying

サンプルの承認は、プロジェク用の実際のユニットを生産する

units and approving samples can take place several

数か月前に行われる可能性があるためです。承認サンプルと123months prior to production of actual units for a project.

は外観のわずかな違いが予想されます。

Slight variations in appearance from the approval
sample are to be expected.

8.サンプリングと試験

8. Sampling and Testing
8.1 The purchaser or authorized representative shall

8.1 購入者または承認された代理人は、製造場所で出荷

be accorded proper facilities to inspect and sample the

場所のロットからユニットを検査およびサンプリングするため

units at the place of manufacture from the lots readyの適切な施設を与えられているものとします。

for delivery.
8.2 Compressive strength, absorption, density, and

8.2 圧縮強度、吸収、密度、および寸法許容差は、配達の

dimensional tolerances shall be based on tests of

12 か月以内に試験方法 C140 / C140M に従って、同じ材

concrete masonry units of any configuration or

料、調合設計、製造プロセス、および養生方法で作られた任dimension made with the same materials, concrete mix

意の形状または寸法のコンクリート組積ユニットの試験に基

design, manufacturing process, and curing method,づきます。

conducted

inaccordance

with

Test

Methods

C140/C140M and not more than 12 months prior todelivery.

9.法令順守9. Compliance
9.1 If a sample fails to conform to the specified

9.1 サンプルが指定された要件に適合しない場合、製造者

requirements, the manufacturer shall be permitted toは出荷からユニットを取り外すことが許容されます。購入者

remove units from the shipment. A new sample shall

は、出荷された残りのユニットから同様の形状と寸法の新しい

be selected by the purchaser from remaining units from

サンプルを選択して試験します。 2 番目のサンプルが指定さ

the shipment with a similar configuration and

れた要件を満たしている場合、サンプルで表される出荷の残dimension and tested. If the second sample meets the

りの部分は指定された要件を満たしています。 2 番目のサン

specified requirements, the remaining portion of the

プルが指定された要件を満たしていない場合、サンプルで表

shipment represented by the sample meets the

される出荷の残りの部分は指定された要件を満たせません。

specified requirements. If the second sample fails tomeet the specified requirements, the remaining portionof the shipment represented by the sample fails to meetthe specified requirements,
Note 13－Unless otherwise specified in the purchase

注 13－発注書で特に指定されていない限り、試験のコストはorder, the cost of tests is typically bore as follows: (1) if

通常、以下のとおりです。（1）試験の結果、ユニットがこの規

the results of the tests show that the units do not

格の要件に準拠していないことが示された場合、コストは通conform to the requirements of this specification, the常、売り手; （2）試験の結果、ユニットが規格の要件に準拠しcost is typically borne by the seller; (2) if the results ofていることが示された場合、コストは通常購入者が負担しま

124the tests show that the units conform to theす。

specification requirements, the cost is typically borneby the purchaser.

10.キーワード

10. Keywords
10.1 absorption; compressive strength; concrete

10.1 吸収；圧縮強度；コンクリート組積ユニット；等価ウェブ

masonry units; equivalent web thickness; face shell;

厚；フェイスシェル；フランジ；軽量；線形乾燥収縮；耐荷重

flange;性；中重量；普通重量；ウェブ

lightweight;

lineardryingshrinkage;

loadbearing; medium weight; normal weight; webs

APPENDIXES

付録(Nonmandatory Information)（必要ではない情報（参考情報））

X1. WATER PENETRATION RESISTANCE

X1.透水抵抗

XI.1 Exterior walls are often subjected to moisture

XI.1 外壁は、多くの場合、1 つまたは複数の発生源から湿penetration from one or more sources. For example,

気が浸透します。たとえば、地下壁は飽和土壌からの水にさbasement walls may be exposed to water from

らされる可能性があります。グレードの高い外壁は通常、風に

saturated soil. Above-grade exterior walls are usually

よる雨にさらされます。水の浸透を防ぐために、適切な詳細、

exposed to wind-driven rain. To prevent water

構造、水切り、および排水を提供する必要があります。壁に

penetration, proper detailing, construction, flashing,は適切な耐水浸透性処理を施す必要があります。水の浸透

and drainage should be provided. Proper water

に対する耐性に関する情報を含めることは規格 C90 の範囲

penetration resistant treatments should be applied to

外ですが、そのような情報とガイドラインは他の組織から入手

the walls. While it is not within the scope ofできます。

Specification C90 to include information on resistanceto water penetration, such information and guidelines
are available from other organizations.

X2 crack control

X2 ひび割れ制御

X2.1 Restrained or differential movement in building

X2.1 建築要素と建築材料の拘束された、または差異のあelements and building materials can result in cracking.

る動きは、亀裂を引き起こす可能性があります。動きのいくつ

Some common causes of movement are; loads created

かの一般的な原因は次のとおりです。風、土圧、地震力、まby wind, soil pressure, seismic forces, or other external

たはその他の外部ソースによって生成される負荷。財団の決

sources; settlement of foundations; or volume changes

済;または材料の体積変化。たとえば、コンクリート組積ユニッin materials. For example, volume changes in concrete

トの体積変化は、湿気の増加と減少、熱膨張と収縮、および

masonry units can be caused by moisture gain and loss,

炭酸化によって引き起こされる可能性があります。これらおよthermal expansion and contraction, and carbonation.

び他の原因による亀裂を制限および制御するには、適切な

125

To limit and control cracking due to these and other

設計、詳細、構造、および材料が必要です。規格 C90 は、ユcauses, proper design, detailing, construction, and

ニットの合計線形乾燥収縮ポテンシャルに最大の制限を提

materials are necessary. Specification C90 provides a

供しますが、他の設計、詳細、構造、または材料の推奨事項

maximum limitation on the total linear dryingに対処することは、この規格の範囲内ではありません。この種

shrinkage potential of the units, but it is not within theの情報と亀裂制御に関する関連ガイドラインは、他の組織か

scope of this specification to address other design,ら入手できます。

detailing, construction, or material recommendations.
This type of information and related guidelines forcrack control are available from other organizations.

Summary of changes

変更の概要

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この規格の使用に影響を与える可能性があchanges to this standard since the last issue (C90 —る前回の問題（C90 — 16）以降、この規格に対する選択され16) that may impact the use of this standard.

た変更の場所を特定しました。 （2016 年 12 月 15 日）(December 15, 2016)(1) Testing frequency in Section 8 was modified to be（1）8 節の試験頻度は、配送時間に基づいて変更されましbased on time of delivery.

た。

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この規格の使用に影響を与える可能性があchanges to this standard since the last issue (C90 —る前回の問題（C90 — 15）以降、この規格に対する選択され15) that may impact the use of this standard. (July 1,

た変更の場所を特定しました。 （2016 年 7 月 1 日）

2016)(1) Modified 5.1.1, 5.2, and Table 2 to clarify（1）5.1.1、5.2、および表 2 を変更して、物理的特性のコンプ

determining of compliance for physical properties.

ライアンスの判断を明確にしました。

(2) Modified 4.2 and added Note 3 to clarify（2）4.2 を変更し、注 3 を追加して、総グラデーションの要件

requirements for aggregate gradations.

を明確にしました。

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この規格の使用に影響を与える可能性があchanges to this standard since the last issue (C90 —る前回の問題（C90 — 14）以降、この規格に対する選択され14) that may impact the use of this standard.

た変更の場所を特定しました。 （2015 年 12 月 15 日）(December 15, 2015)(1) Revised 1.1 to remove numerals preceding density（1）1.1 を改訂して、密度分類に先行する数値を削除しましclassifications.

た。

126

ASTM International takes no position respecting the

ASTM International は、この規格で言及されている項目に

validity of any patent rights asserted in connection

関連して主張されている特許権の有効性を尊重する立場にwith any item mentioned in this standard. Users of thisはありません。この規格のユーザーは、そのような特許権のstandard are expressly advised that determination of

有効性の判断、およびそのような権利の侵害のリスクは、完

the validity of any such patent rights, and the risk of

全に彼ら自身の責任であることを明確に助言されます。

infringement of such rights, are entirely their own
responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the

この規格は、責任ある技術委員会によっていつでも改訂され

responsible technical committee and must be reviewed

る可能性があり、5 年ごとに見直す必要があります。改訂されevery five years and if not revised, either reapproved orていない場合は、再承認または撤回されます。あなたのコメ

withdrawn. Your comments are invited either for

ントは、この規格の改訂または追加の規格のいずれかのため

revision of this standard or for additional standardsに招待されており、ASTM 国際本部に宛てられるべきです。

and should be addressed to ASTM international

あなたのコメントは、あなたが出席する可能性のある責任ある

Headquarters. Your comments will receive careful

技術委員会の会議で慎重に検討されます。コメントが公正な

consideration at a meeting of the responsible technical

審理を受けていないと思われる場合は、以下に示すアドレス

committee, which you may attend. If you feel that your

で、ASTM 規格委員会に意見を伝えてください。

comments have not received a fair hearing you shouldmake your views known to the ASTM Committee onStandards, at the address shown below.

This standard is copyrighted by ASTM International,

こ の 規 格 の 著 作 権 は 、 ASTM International 、 100 Barr

100

West

Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA

States.

19428-2959、United States にあります。この規格の個別のIndividual reprints (single or multiple copies) of this

転載（単一または複数のコピー）は、上記のアドレスまたはstandard may be obtained by contacting ASTM at the

610-832-9585（電話）、610-832-9555（ファックス）、または

above address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-

service@asim.org （ e-mail ） ; ま た は ASTM Web サ イ ト

9555 (fax), or service@asim.org (e-mail); or through the（ www.astm.org ） か ら 。 規 格 を コ ピ ー す る 許 可 権 は 、ASTM website (www.astm.org). Permission rights to

Copyright Clearance Center 、 222 Rosewood Drive 、

photocopy the standard may also be secured from theDanvers 、 MA 01923 、 Tel ： （ 978 ） 646-2600;

Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive,

http://www.copyright.com/

Barr

HarborConshohocken,

Danvers,

MA

PA

Drive,

PO

19428-2959,

01923,

Tel:

Box

C700,

United(978)646-2600;

http://www.copyright.com/（白川和司）

127

参考資料２

PHILIPPINE NATIONAL STANDARDPNS ASTM C90:2019
With Amendment 1:2019(ASTM Published 2017)
ICS 91.100.30

フィリピン国家標準
PNS ASTM C90：2019
修正あり 1：2019（ASTM 発行 2017）
ICS 91.100.30

Standard Specification for Nonloadbearing Concrete
Masonry Units
非耐力壁用コンクリート組積ユニットの標準規格
National Foreword

国のまえがきThis Philippine National Standard PNS ASTM

このフィリピン国家標準 PNS ASTM C129：2019 非耐荷重

C129:2019 Standard Specification for Nonloadbearing

コンクリート組積造単位の標準規格は、コンクリート、鉄筋コン

Concrete Masonry Units, was recommended for

クリートおよびプレストレストコンクリートに関するフィリピン標

adoption by the Bureau of Philippine Standards

準局技術委員会（BPS / TC 5）による採用が推奨され、フィリTechnical Committee on Concrete, Reinforced Concrete

ピン基準局によるフィリピン国家基準としての採用が承認されand PreStressed Concrete (BPS/TC 5) and wasました。

approved for adoption as Philippine National Standard
by the Bureau of Philippine Standards.

The adoption of this standard includes Amendment

この規格の採用には、遵守事項とマーキングの追加要件を

1:2019, which modifies ASTM C129-17 to include

含めるために ASTM C129-17 を変更した修正 1：2019 が含

additional requirements for compliance and marking.

まれます。

PNS ASTM C90:2019 Standard Specification for

PNS ASTM C90：2019 耐荷重コンクリート組積造ユニットのLoadbearing Concrete Masonry Units, PNS ASTM

標準規格、PNS ASTM C129：2019 非耐荷重コンクリート組

C129:2019 Standard Specification for Nonloadbearing

積 造 ユ ニ ッ ト の 標 準 規 格 、 お よ び PNS ASTM C140 /128

Concrete

Masonry

C140/C140M:2019

Units

and

PNS

ASTM

Standard

Test

Methodsfor

Sampling and Testing Concrete Masonry Units andC140M：2019 コンクリート組積造ユニットおよび関連ユニットのサンプリングと試験の標準試験方法は、PNS16：1984 を廃止し、置き換えます。

Related Units cancels and replaces PNS 16:1984.

This Philippine National Standard is derived from

このフィリピンの国家標準は、ASTM C129 — 17、非耐力コ

ASTM C129

ン ク リ ー ト 組 積 造 ユ ニ ッ ト の 標 準 規 格 、 著 作 権 ASTM

— 17, Standard Specification for

Nonloadbearing Concrete Masonry Units, CopyrightInternational 、 100

ASTM International, 100 Barr Harbor Drive WestConshohocken、PA 19428、USA から派生しています。

Conshohocken,

ASTM International の許可を得て転載。

PA

19428,

USA.

Reprinted

by

Barr

Harbor

Drive

West

permission of ASTM International.

Published by the Bureau of Philippine Standards

フィリピン基準局が発行

November 20192019 年 11 月

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part

全著作権所有。特に明記されていない限り、この出版物のいof this publication may be reproduced or utilized in any

かなる部分も、出版社からの書面による許可なしに、いかなる

form or by any means, electronic or mechanical,

形式または手段によっても、複写またはマイクロフィルムを含

including

む電子的または機械的に複製または利用することはできませphotocopying

andmicrofilm,

without

permission in writing from the publisherん。

Philippine National Standard

フィリピン国家標準 PNS ASTM C90：2019

PNS ASTM C90:2019

修正 1：2019

Amendment 1 : 2019
Standard Specification for Nonloadbearing Concrete

非耐力コンクリート組積造ユニットの標準規格

Masonry Units

Clause/Subclause

Amendment

条項/節の修正

8.4 Nonloadbearing concrete masonry units shall be

8.4 非耐力のコンクリート組積造ユニットは、耐力ユニットとしclearly marked in a manner to preclude their use asての使用を排除する方法で明確にマークされなければならな

load bearing units. Labeling is not necessary if units

い。ユニットが規格 C90 のすべての要件にも準拠している場

also comply with all requirements of Specification C90.

合、ラベル付けは不要です。

Amendment

修正

Delete entire clause and replace with the following:

句全体を削除し、次のものに置き換えます。

129

8.4 At a minimum, individual units shall be marked as

8.4 少なくとも、個々のユニットは「非耐力」としてマークされな“Nonloadbearing.”

ければならない。

10.Compliance

Add the following

10.遵守事項

次の句を追加します。

clause:10.2 The manufacturer shall issue a certificate signed

10.2 製造業者は、すべての完成品が PNS ASTM C90：

by the owner or its authorized representative, for every

2019 に基づく以下の最小要件に準拠していることを証明す

delivery, attesting that every finished product complies

るため、すべての納品について、所有者またはその正式な代with the following minimum requirements under PNS

理人によって署名された証明書を発行する必要があります。

ASTM C90:2019
a. Density

a．密度

b. Water Absorption

b．吸水

c. Compression Strengthc．圧縮強度d. Dimensions

d．外形寸法

This

international

standardwasdevelopedin

この国際規格は、貿易の技術的障害に関する協定（TBT）委

accordance with internationally recognized principles

員会によって発行された国際標準、ガイド、および推奨事項

on standardization established in the Decision onの開発に関する原則に関する決定で確立された標準化に関Principles for the Development of International

する国際的に認められた原則に従って開発されました。

Standards, Guides and Recommendations issued by
the World Trade Organization Technical Barriers to
Trade (TBT) Committee.

Designation: C129 - 17

呼称：C129-17

Standard Specification for Nonloadbearing Concrete

非耐力コンクリート組積造ユニットの標準規格 1

Masonry Units 1
This standard is issued under the fixed designation

この規格は、固定の名称 C129 で発行されています。指定の

C129;

the

直後の数字は、最初の採用の年、または改訂の場合は最後

designation indicates the year of original adoption or,の改訂の年を示します。括弧内の数字は、最後の再承認のin the case of revision, the year of last revision. A

年を示しています。上付きのイプシロン（ε）は、最後の改訂まnumber in parentheses indicates the year of last

たは再承認以降の編集上の変更を示します。

reapproval. A superscript epsilon (ε) indicates an

この規格は、米国国防総省の機関による使用が承認されてeditorial change since the last revision or reapproval.

います。

the

numberimmediately

followingThis standard has been approved for use by agencies of
the U.S. Department of Defense.

1301.適用*

1. Scope*
1.1 This specification covers hollow and solid

1.1 この規格は、他の材料を含む、または含まない、ポルト

nonloadbearing concrete masonry units made fromランドセメント、水、および鉱物骨材から作られた中空およびPortland cement, water, and mineral aggregates with

中実の非耐荷重コンクリート組積造ユニットを対象としていまor without the inclusion of other materials. These units

す。これらのユニットは耐荷重性のないパーティションでの使are intended for use in nonloadbearing partitions, but

用を目的としていますが、特定の条件下では、天候から効果

under certain conditions they may be suitable for use

的に保護されている勾配以上の耐荷重性のない外壁での使in nonloadbearing exterior walls above grade where

用に適している場合があります。

effectively protected from the weather.
1.2 The text of this standard references notes and1.2 この規格のテキストは、説明資料を提供する注記およfootnotes that provide explanatory material. Theseび脚注を参照しています。これらの注記および脚注（表およnotes and footnotes (excluding those in tables andび図にあるものを除く）は、規格の要件とは見なされません。

figures) shall not be considered as requirements of thestandard.
1.3 The values stated in inch-pound units are to be

1.3 インチポンド単位で示された値は、規格と見なされま

regarded as standard. The values given in parentheses

す。括弧内の値は SI 単位への数学的変換であり、情報提供

are mathematical conversions to SI units that are

のみを目的としており、規格とは見なされません。 ：provided for information only and are not considered
standard. :Note 1—Concrete masonry units covered by this注 1－この規格の対象となるコンクリート組積造ユニットは、軽specification are made from lightweight or normal

量または通常の重量の骨材、あるいはその両方から作られて

weight aggregates, or both.

います。

Note 2—When particular features are desired, such as

注 2－密度分類、外観または結合の表面テクスチャ、仕上

density classification, surface texture for appearance or

げ、色、耐火性、断熱材、音響特性、その他の特別な機能な

bond, finish, color, fire resistance, insulation, acoustical

どの特定の機能が必要な場合は、購入者が別途指定する必properties, or other special features, such properties

要があります。ただし、必要な機能を備えたユニットが入手でshould be specified separately by the purchaser.

きるかどうかについては、サプライヤーに相談する必要があり

However, suppliers should be consulted as to theます。

availability of units having the desired features.

1.4 This international standard was developed in

1.4 この国際規格は、世界貿易機関の貿易障壁（TBT）委

accordance with internationally recognized principles

員会によって発行された国際規格、ガイド、および勧告の策

on standardization established in the Decision on

定に関する原則に関する決定で確立された標準化に関する

Principles for the Development of International

国際的に認められた原則に従って開発されました。

131

Standards, Guides and Recommendations issued by
the World Trade Organization Technical Barriers to
Trade (TBT) Committee.

2.参照ドキュメント

2. Referenced Documents
2.1 ASTM Standards: 2

2.1 ASTM 規格：2

C33 Specification for Concrete Aggregates

C33 コンクリート骨材の規格

C90

Specificationfor

Loadbearing

C90 耐荷重コンクリート組積造ユニットの規格

Concrete

Masonry Units
C140 コンクリート組積造材のサンプリングと試験のためのC140 Test Methods for Sampling and Testing
Concrete Masonry. Units and Related Units

試験方法。ユニットと関連ユニット

C150 Specification for Portland Cement

C150Portland Cement の規格

C207 Specification for Hydrated Lime for Masonry

C207 石積みの目的のための水和ライムの規格、

Purposes,
C331 コンクリート組積造ユニット用の軽量骨材の規格

C331 Specification for Lightweight Aggregates forConcrete Masonry Units

C426 コンクリート組積造ユニットの線形乾燥収縮の試験

C426 Test Method for Linear Drying Shrinkage ofConcrete Masonry Units

方法

C595 Specification for Blended Hydraulic Cements

C595 混合水硬性セメントの規格

C618 Specification for Coal Fly Ash and Raw orC618 コンクリートで使用するための石炭フライアッシュとCalcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

生または焼成天然ポゾランの規格
C989 コンクリートおよびモルタルで使用するスラグセメント

C989 Specification for Slag Cement for Use inConcrete and Mortarsの規格
C1157 パフォーマンス、水硬性セメントの規格

C1157 Performance, Specification for Hydraulic
Cement

C1232 組積造の用語

C1232 Terminology of Masonry

3.用語

3. Terminology

3.1 用語 C1232 で定義されている用語がこの規格に適用

3.1 Terminology defined in Terminology C1232 shallapply for this specification.

されるものとします。

4. Classification

4.分類
units

4.1 この規格に従って製造された耐力のないコンクリート組

manufactured in accordance with this specification

積造ユニットは、表 1 に規定されている 3 つの密度分類のうshall conform to one of three density classifications

ちの 1 つに適合しなければならない

4.1

Nonloadbearing

concretemasonryprescribed in Table 1.

132

5.材料と製造

5. Materials and Manufacture
5.1

Cementitious

Materials—Materials

5.1 セメント系材料－材料は、以下の該当する規格に準拠

shallconform to the following applicable specifications:する必要があります。

5.1.1 Portland Cement—Specification C150.

5.1.1 ポルトランドセメント－規格 C150．

5.1.2 Blended Hydraulic Cements—Specification

5.1.2 混合水硬性セメント－規格 C595．

C595.
5.1.3 Hydraulic Cement—Specification C1157.

5.1.3 水硬性セメント－規格 C1157．

5.1.4 Hydrated Lime, Type S—Specification C207.

5.1.4 水和石灰、タイプ S－規格 C207．

5.1.5 Ground Granulated Blast Furnace Slag—

5.1.5 粉砕された高炉スラグ－規格 C989．

Specification C989.
5.1.6 Pozzolans—Specification C618.

5.1.6 ポゾラン－規格 C618．

5.2 Aggregates—Aggregates shall conform to the

5.2 骨材－骨材は、次の ASTM 規格に準拠する必要が

following ASTM specifications, except that gradingあります。ただし、グレーディング要件は必ずしも適用されま

requirements shall not necessarily apply:

せん。

5.2.1 Normal Weight Aggregates—Specification C33.

5.2.1 通常骨材－規格 C33．

5.2.2 Lightweight Aggregates—Specification C331.

5.2.2 軽量骨材－規格 C331．

表 1 密度区分 A の要求事項

TABLE 1 Density Classification A Requirements
DensityOven-Dry Density of Concrete,

Classification

lb/ft3 (kg/m3) Average of 3 Units

密度区分

絶乾密度, lb/ft3 （kg/m3） 3 ユニットの平均

LightweightLess than 105 (1680)

軽量未満 105 (1680)

Medium weight

105 to less than 125 (1680 to 2000)

中重量

105 以上 125 (1680 to 2000) 未満

Normal Weight

125 (2000) or more

普通重量

125 (2000) 以上

A 利用可能な密度についてはメーカーにお問い合わせくだ

A Consult manufacturers for available densities

さい
agents,5.3 その他の構成要素－空気連行剤、着色顔料、一体型

coloring pigments, integral water repellents, finely

撥水剤、微粉砕シリカ、およびその他の構成要素は、コンクリ

ground silica, and other constituents, shall beート組積造での使用に適するものとして事前に確立され、適previously established as suitable for use in concrete

用される ASTM 規格に準拠するか、試験または経験によっmasonry and shall conform to applicable ASTMて示されるものとします。コンクリート組積造ユニットまたは組

standards or shall be shown by test or experience not

積造で通常使用される材料の耐久性に有害であってはなり

to be detrimental to the durability of the concrete

ません。

5.3

Other

Constituents—Air-entraining

masonry units or any material customarily used inmasonry construction.

133

6.物理的要件

6. Physical Requirements
6.1 At the time of delivery to the purchaser, units

6.1 購入者への配送時に、ユニットは表 2 に規定されていshall conform to the strength requirements prescribed

る強度要件に準拠している必要があります。すべてのユニット

in Table 2. All units shall be sound and free of cracks orは、健全で、ユニットの適切な配置を妨げる、または強度や

other defects that interfere with the proper placement

建設の性能を著しく損なう亀裂やその他の欠陥がないものとof the units or significantly impair the strength or

します。通常の製造方法に付随する小さな亀裂や、出荷およpermanence

び配送における通常の取り扱い方法に起因する小さな欠け

of

the

construction.

Minor

cracksincidental to the usual method of manufacture or minor
chipping

resultingfromcustomarymethods

は、拒否の理由にはなりません。

ofhandling in shipment and delivery are not grounds forrejection.
Note 3—The purchaser is the public body or authority,

注 3－購入者とは、コンクリート組積造ユニットを購入またはassociation, corporation, partnership, or individual

設置する、あるいはその両方を行うための契約または合意を

entering into a contract or agreement to purchase or

結ぶ、公的機関または当局、協会、法人、パートナーシップ、

install, or both, concrete masonry units. The time of

または個人のことです。購入者または購入者の代理店がコン

delivery to the purchaser is FOB plant when the

クリート組積造ユニットを輸送するとき、または製造業者また

purchaser or purchaser's agent transports the concreteは製造業者の代理人がコンクリート組積造ユニットを輸送す

masonry units, or at the time unloaded at the worksite

る場合、現場で荷降ろしされるとき、購入者への配達時間は

if the manufacturer or manufacturer's agent transports

FOB（free on board(積み込みまで)）プラントです。

the concrete masonry units.
6.2 購入者への配送時に、ユニットの線形乾燥収縮の合計

6.2 At the time of delivery to the purchaser, the total
linear drying shrinkage of units shall not exceed

は 0.065％を超えてはなりません。
6.3 ソリッドユニット－ベアリングサーフェスに平行なすべて

0.065%.
6.3 Solid Units—The net cross-sectional area of solid
units, in every plane parallel to the bearing surface,の平面におけるソリッドユニットの正味断面積は、同じ平面で測定された総断面積の 75％以上でなければなりません。

shall be not less than 75 % of the gross cross-sectional
area measured in the same plane,

7.寸法と許容されるバリエーション

7. Dimensions and Permissible Variations

7.1 最小フェイスシェル厚は、1/2 インチ（13 mm）以上で7.1 Minimum face shell thickness shall be not lessthan 1/2 in. (13 mm).

なければならない。

7.2 No overall dimension (width, height, and length)

7.2 全体の寸法（幅、高さ、および長さ）は、指定された規shall differ by more than ± 1/8 in. (3.2 mm) from the

格寸法と±1/8 インチ（3.2 mm）以上異なるものであってはな

specified standard dimensions.

りません。

Note 4—Standard dimensions of units are the

注 4－ユニットの規格寸法は、メーカー指定の寸法です。 モ

134

Nominal

ジュラーサイズユニットの公称寸法は、規格寸法に 1 つのモ

dimensions of modular size units are equal to the

ルタルジョイントの厚さを加えたものに等しくなります。 非モ

standard dimensions plus the thickness of one mortar

ジュラーサイズユニットの公称寸法は、通常、規格寸法を 1/8

joint. Nominal dimensions of nonmodular size units〜1/4 インチ（3.2〜6.4 mm）超えます。

manufacturer's

designateddimensions.

usually exceed the standard dimensions by 1/8 to 1/4
in. (3.2 to 6.4 mm).
表 2 強度の要求条件

TABLE 2 Strength Requirements
Compressive Strength

圧縮強度(average net area)（平均的正味断面積に対して）

min, psi (MPa)

最小, psi (MPa)

Average of 3 units

600 (4.14)

3 ユニットの平均

600 (4.14)

Individual unit

500 (3.45)

1 個のユニット

500 (3.45)

8.仕上げと外観

8. Finish and Appearance
8.1 No more than 5 % of the units in the shipment

8.1 積荷内のユニットの 5％以下は、8.1.1 から 8.1.4 およshall exhibit one or more of the characteristics

び 8.2 に記載されている 1 つ以上の特性を示すものとしま

described in 8.1.1 through 8.1.4 and 8.2.

す。
8.1.1

8.1.1 Units with dimensions not meeting the

7.2 の要件を満たさない寸法のユニット。

requirements of 7.2.
8.1.2 任意の方向に 1 インチ（25.4 mm）より大きいチップ

8.1.2 Units with finished face(s) containing chips

を含む仕上げ面を持つユニット。

larger than 1 in. (25.4 mm) in any direction.

8.1.3 仕上げ面が 0.02 インチ（0.5 mm）より広く、ユニット

8.1.3 Units with finished face(s) containing cracks
wider than 0.02 in. (0.5 mm) and longer than 25 % ofの公称高さの 25％より大きい亀裂を含むユニット。

the nominal height of the unit.
8.1.4 壊れているユニット。

8.1.4 Units that are broken.
Note 5—Units specified to have particular features or

注 5－スプリットフェースやタンブルユニットなど、特定の機能

finishes, such as split-face and tumbled units, should

または仕上げを持つように指定されたユニットは、8.1.2 の要

not be evaluated for conformance of such features to the

件へのそのような機能の適合性について評価されるべきでは

requirements of 8.1.2.

ありません。

8.2 Where units are to be used in exposed wall

8.2 ユニットが露出壁構造で使用される場合、8.1.2 と 8.1.3

construction, the face or faces that are to be exposed

で許可されている場合を除き、露出する面に欠けや亀裂がな

shall not show chips or cracks, except as permitted in

いこと、または拡散照明下で 20 フィート（6.1 m）以上の距離

8.1.2 and 8.1.3, or other imperfections when viewedから見たときに他の欠陥がないこと。

from a distance of not less than 20 ft (6.1 m) under
diffused lighting.
8.3 The color and texture of the units shall be

8.3 ユニットの色と質感は購入者が指定するものとします。

specified by the purchaser. The finished surfaces that

所定の場所に露出する仕上げ面は、許容されるテクスチャとwill be exposed in place shall conform to an approved

色の範囲を表す、4 ユニット以上で構成される承認済みサン

135sample consisting of not less than four units,

プルに準拠する必要があります。

representing the range of texture and color permitted,
Note 6—Concrete masonry units are produced using a

注 6－コンクリート組積造ユニットは、さまざまな天然骨材およwide variety of natural aggregates and other materials.

びその他の材料を使用して製造されます。そのため、天然素

As such, slight variations inherent from natural

材に固有のわずかな変動が予想されます。ユニットの指定とmaterials should be expected. Since specifying units

サンプルの承認は、プロジェクトの実際のユニットの製造の数

and approving samples can take place several months

か月前に行われる可能性があるため、承認されたサンプルとprior to production of actual units for a project, slight

は外観にわずかな違いが予想されます。

variations in appearance from the approved sample are
to be expected.
8.4 Nonloadbearing concrete masonry units shall be

8.4 非耐力のコンクリート組積造ユニットは、耐力ユニットとclearly marked in a manner to preclude their use as

しての使用を排除する方法で明確にマークされなければなら

load bearing units. Labeling is not necessary if units

ない。ユニットが規格 C90 のすべての要件にも準拠している

also comply with all requirements of Specification C90.

場合、ラベル付けは不要です。

9. Methods of Sampling and Testing

9.サンプリングと試験の方法

9.1 The purchaser or authorized representative shall

9.1 購入者または承認された代理人には、出荷場所のロッ

be accorded proper facilities to inspect and sample theトから製造場所でユニットを検査およびサンプリングするため

units at the place of manufacture from the lots readyの適切な設備が与えられているものとします。
9.2 圧縮強度、吸収、密度、および寸法許容差は、配達のfor delivery.
9.2 Compressive strength, absorption, density, and12 か月以内に試験方法 C140 / C140M に従って、同じ材

dimensional tolerances shall be based on tests of

料、調合設計、製造プロセス、および養生方法で作られた任concrete masonry units of any configuration or

意の形状または寸法のコンクリート組積ユニットの試験に基

dimensions made with the same materials, concreteづきます。

mix design, manufacturing process, and curingmethod, conducted in accordance with Test Methods
C140 and not more than 12 months prior to delivery.
9.3 Total linear drying shrinkage shall be based on

9.3 総線形乾燥収縮は、納入前 24 か月以内に試験方法

tests of concrete masonry units made with the same

C426 に従って、同じ材料、調合設計、製造プロセス、およびmaterials, concrete mix design, manufacturing process,

養生方法で作られたコンクリート組積造ユニットの試験に基and curing method, conducted in accordance with Test

づいたものでなければなりません。

Method C426 and not more than 24 months prior todelivery.

10.遵守事項

10. Compliance10.1 If a sample fails to conform to the specified

136

10.1 サンプルが指定された要件に適合しない場合、製造

requirements, the manufacturer shall be permitted to

者は出荷からユニットを取り外すことが許容されます。新しい

remove units from the shipment. A new sample shall

サンプルは、同様の形状と寸法を持つ出荷品の残りのユニッ

be selected by the purchaser from remaining units fromトから購入者が選択し、メーカーの費用で試験されます。 2

the shipment with a similar configuration and

番目のサンプルが指定された要件を満たしている場合、サンdimensiontheプルで表される出荷の残りの部分は指定された要件を満たし

manufacturer. If the second sample meets the specifiedています。 2 番目のサンプルが指定された要件を満たさない

requirements, the remaining portion of the shipment

場合、サンプルで表される出荷の残りの部分は指定された要

represented by the sample meets the specified

件を満たしません。

andtestedattheexpenseofrequirements. If the second sample fails to meet the
specified requirements, the remaining portion of theshipment represented by the sample fails to meet the
specified requirements.
Note 7—Unless otherwise specified in the purchase

注 7－発注書で特に指定されていない限り、試験のコストはorder, the cost of tests is typically borne as follows: if

通常次のように負担されます。試験の結果、ユニットがこの規

the results of the tests show that the units do not

格の要件に準拠していないことが示された場合、コストは通conform to the requirements of this specification, the常売り手が負担します。試験の結果、ユニットが規格要件に

cost is typically borne by the seller. If the results of the

準拠していることが示された場合、コストは通常購入者が負tests show that the units conform to the specification

担します。

requirements, the cost is typically borne by thepurchaser.

11.キーワード

11. Keywords

11.1 コンクリート組積造ユニット；フェイスシェル；フランジ；

11.1 concrete masonry units; face shell; flange; linear
drying；shrinkage; nonloadbearing

線形乾燥収縮；無負荷

SUMMARY OF CHANGES

変更の概要

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この基準の使用に影響を与える可能性がchanges to this standard since the last issue (C129-14a)

ある前回の問題（C129-14a）以降、この基準に対する選択さthat may impact the use of this standard. (June 1,

れた変更の場所を特定しました。 （2017 年 6 月 1 日）

2017)(1) Modified 8.4 to exempt units complying with

（1）8.4 を変更して、SpecificationC90 に準拠するユニットをSpecificationC90 from C129 labeling requirements.

C129 ラベル要件から除外しました。

(2) Modified Section testing frequency in 9 to be based（2）納期に基づいて 9 でセクション試験の頻度を変更しましon time of delivery.

た。

137

ASTM International takes no position respecting the

ASTM International は、この規格で言及されている項目に

validity of any patent rights asserted in connection

関連して主張されている特許権の有効性を尊重する立場にwith any item mentioned in this standard. Users of thisはありません。この規格のユーザーは、そのような特許権のstandard are expressly advised that determination of

有効性の判断、およびそのような権利の侵害のリスクは、完

the validity of any such patent rights, and the risk of

全に彼ら自身の責任であることを明確に助言されます。

infringement of such rights, are entirely their own
responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the

この規格は、責任ある技術委員会によっていつでも改訂され

responsible technical committee and must be reviewed

る可能性があり、5 年ごとに見直す必要があります。改訂されevery five years and if not revised, either reapproved orていない場合は、再承認または撤回されます。あなたのコメ

withdrawn. Your comments are invited either for

ントは、この規格の改訂または追加の規格のいずれかのため

revision of this standard or for additional standardsに招待されており、ASTM 国際本部に宛てられるべきです。

and should be addressed to ASTM international

あなたのコメントは、あなたが出席する可能性のある責任ある

Headquarters. Your comments will receive careful

技術委員会の会議で慎重に検討されます。コメントが公正な

consideration at a meeting of the responsible technical

審理を受けていないと思われる場合は、以下に示すアドレス

committee, which you may attend. If you feel that your

で、ASTM 規格委員会に意見を伝えてください。

comments have not received a fair hearing you shouldmake your views known to the ASTM Committee onStandards, at the address shown below.

This standard is copyrighted by ASTM International,

こ の 規 格 の 著 作 権 は 、 ASTM International 、 100 Barr

100

West

Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA

States.

19428-2959、United States にあります。この規格の個別のIndividual reprints (single or multiple copies) of this

転載（単一または複数のコピー）は、上記のアドレスまたはstandard may be obtained by contacting ASTM at the

610-832-9585（電話）、610-832-9555（ファックス）、または

above address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-

service@asim.org （ e-mail ） ; ま た は ASTM Web サ イ ト

9555 (fax), or service@asim.org (e-mail); or through the（ www.astm.org ） か ら 。 規 格 を コ ピ ー す る 許 可 権 は 、ASTM website (www.astm.org). Permission rights to

Copyright Clearance Center 、 222 Rosewood Drive 、

photocopy the standard may also be secured from theDanvers 、 MA 01923 、 Tel ： （ 978 ） 646-2600;

Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive,

http://www.copyright.com/

Barr

HarborConshohocken,

Danvers,

MA

PA

Drive,

PO

19428-2959,

01923,

Tel:

Box

C700,

United(978)646-2600;

http://www.copyright.com/（白川和司）

138

参考資料３
C140/C140M − 20a Standard Test Methods for Sampling and Testing Concrete
Masonry Units and Related Units1

C140 / C140M −20a コンクリート組積ユニットおよび関連ユニットのサンプリングおよび試験のための標準試験方法 1
This standard is issued under the fixed designation C140/C140M; the number
immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in thecase of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year oflast reapproval. A superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last
revision or reapproval.
This standard has been approved for use by agencies of the U.S. Department of Defense.
この規格は、固定指定 C140 / C140M で発行されます。指定の直後の数字は、最初に採用された年、または改訂の場合は最後に改訂された年を示します。括弧内の数字は、最後に再承認された年を示します。上付き文字のイプシロン（ ´）は、最後の改訂または再承認以降の編集上の変更を示します。
この規格は、米国国防総省の機関による使用が承認されています。
1.範囲*

1. Scope*
1.1 These test methods provide various testingprocedures

commonly

used

for

1.1 これらの試験方法は、コンクリート組積ユニットおよびevaluating

関連するコンクリートユニットの特性を評価するために一般的

characteristics of concrete masonry units and relatedに使用されるさまざまな試験手順を提供します。サンプリン

concrete units. Methods are provided for sampling,

グ、寸法の測定、圧縮強度、吸水率、単位重量（密度）、含水

measurement of dimensions, compressive strength,率、曲げ荷重、およびバラスト重量の方法が提供されていま

absorption, unit weight (density), moisture content,

す。ただし、すべての方法がすべてのユニットタイプに適用でflexural load, and ballast weight. Not all methods are

きるわけではありません。

appli-cable to all unit types, however.
1.2 Specific testing and reporting procedures areincluded in annexes to these test methods for the

1.2 特定の試験および報告手順は、次の特定のユニットタ
イプのこれらの試験方法の付録に含まれています。

following specific unit types:
Annex A1—Concrete masonry units

付録 A1−コンクリート組積ユニット(Specifications C90, C129)（規格 C90、C129）

Annex A2—Concrete and calcium silicate brick

付録 A2−コンクリートおよびケイ酸カルシウムれんが

139

（規格 C55、C73、C1634）(Specifications C55, C73, C1634)
Annex

A3—Segmental

retaining

wall

units

附属書 A3−セグメント擁壁ユニット（規格 C1372）(Specification C1372)
Annex A4—Concrete interlocking paving units

附属書 A4−コンクリートインターロッキング舗装ユニット(Specification C936/C936M)（規格 C936 / C936M）

Annex A5—Concrete grid paving units (Specification

附属書 A5−コンクリートグリッド舗装ユニット（規格 C1319）

C1319)
Annex A6—Concrete roof pavers

附属書 A6−コンクリート屋根舗装(Specification C1491)（規格 C1491）

Annex A7—Dry-cast articulating concrete block

付属書 A7—ドライキャスト分節式コンクリートブロック(Specification D6684)（規格 D6684）

Annex A8—Segmental Concrete Paving Slabs

付録 A8—セグメントコンクリート舗装スラブ

Specification C1782/C1782M)（規格 C1782 / C1782M）

1.3 The test procedures included in these test methods

1.3 これらの試験方法に含まれる試験手順は、これらの試

are also applicable to other types of units not験方法で参照されていない他のタイプのユニットにも適用でreferenced in these test methods, but specific testing

きますが、これらのユニットの特定の試験および報告要件は

and reporting requirements for those units are not

含まれていません。

included.
1.4 これらの試験方法には、次の節が含まれます。

1.4 These test methods include the following sections:
Scope

範囲

Referenced Documents

参考資料

Terminology

用語

Significance and Use

重要性と使用法

Sampling

サンプリングMeasurement of Dimensions

寸法測定

Compressive Strength

圧縮強度

Absorption

吸水率Calculations

計算

1

These test methods are under the jurisdiction of1

これらの試験方法は、製造された組積ユニットに関する

ASTM Committee C15 on Manufactured Masonry

ASTM 委員会 C15 の管轄下にあり、コンクリート組積ユニッUnits and are the direct responsibility of Subcommittee

トおよび関連ユニットに関する小委員会 C15.03 の直接の責C15.03 on Concrete Masonry Units and Related Units.

任です。

Current edition approved June 1, 2020. Published現在の版は 2020 年 6 月 1 日に承認され、2020 年 6 月

June 2020. Originally approved in 1938. Last previousに発行されました。最初は 1938 年に承認され、最後の前のedition approved in 2020 as C140/C140M – 20. DOI:

版は 2020 年に C140 / C140M – 20 として承認されました。

10.1520/C0140_C0140M-20A.

DOI：10.1520 / C0140_C0140M-20A。

140

Report

報告書

Keywords

キーワード

Annexes—Test Procedures

付属書—試験手順

Concrete Masonry Units

コンクリート組積ユニット

Concrete and Calcium Silicate Brick

コンクリートおよびケイ酸カルシウムれんが

Segmental Retaining Wall Units

セグメント擁壁ユニット

Concrete Interlocking Paving Units

コンクリートインターロッキング舗装ユニット

Concrete Grid Paving Units

コンクリートグリッド舗装ユニット

Concrete Roof Pavers

コンクリート屋根舗装

Dry-Cast Articulating Concrete Block

ドライキャスト分節式コンクリートブロック

Segmental Concrete Paving Slabs

セグメントコンクリート舗装スラブ

Worksheet and Test Report forConcrete Masonry

コンクリート組積ユニットの作業表と試験報告書

Units
NOTE 1—The testing laboratory performing these test

注 1−これらの試験方法を実施する試験所は、プラクティス

methods should be evaluated in accordance with

C1093 に従って評価する必要があります。

Practice C1093.
1.5 The text of this test method references notes and1.5 この試験方法の本文は、説明資料を提供する注記とfootnotes that provide explanatory material. These

脚注を参照しています。これらの注記および脚注（表および

notes and footnotes (excluding those in tables and

図にあるものを除く）は、規格の要件とは見なされないものとfigures) shall not be considered as requirements of the

します。

standard.
1.6 The values stated in either SI units or inch-pound

1.6 SI 単位またはインチポンド単位のいずれかで記載さunits are to be regarded separately as standard. The

れている値は、それぞれ規格と見なされます。各単位系で記

values stated in each system may not be exact

載されている値は、完全に同等ではない場合があります。しequivalents; therefore, each system shall be used

たがって、各単位系は互いに独立して使用する必要がありま

independently of the other. Combining values from theす。 2 つの単位系の値を組み合わせると、規格に準拠しなくtwo systems may result in non-conformance with theなる可能性があります。

standard.
1.7 This standard does not purport to address all of

1.7 この規格は、その使用に関連するすべての安全上のthe safety concerns, if any, associated with its use. It is

懸念に対処することを意図していません。この規格のユーザ

the responsibility of the user of this standard to

ーは、適切な安全、健康、および環境の慣行を確立し、使用

establish

前に規制制限の適用可能性を判断する責任があります。

appro-priate

environmental

practicessafety,health,andanddeter-minetheapplicability of regulatory limitations prior to use.
1.8 This international standard was developed in

1.8 この国際規格は、貿易の技術的障害に関する協定

accordance with internationally recognized principles（TBT）委員会によって発行された国際規格、ガイド、および141

on standardization established in the Decision on

推奨事項の開発に関する原則に関する決定で確立された標Principles for the Development of International

準化に関する国際的に認められた原則に従って開発されまStandards, Guides and Recommendations issued by

した。

the World Trade Organization Technical Barriers to
Trade (TBT) Committee.
2.参照ドキュメント

2. Referenced Documents
2.1 ASTM Standards:2

2.1 ASTM 規格：2

C55 Specification for Concrete Building Brick

C55 コンクリート建築用れんがの規格

C73 Specification for Calcium Silicate Brick (Sand-

C73 ケイ酸カルシウムレンガ（灰砂レンガ）の規格

Lime-Brick)
C90 Specification for Loadbearing Concrete Masonry

C90 耐力コンクリート組積ユニットの規格

Units
C129 Specification for Nonloadbearing Concrete

C129 非耐力コンクリート組積ユニットの規格

Masonry Units
C143/C143M Test Method for Slump of Hydraulic-

C143 / C143M 水硬性セメントコンクリートのスランプの試

Cement Concrete

験方法

C936/C936M

Specification

for

Solid

Concrete

C936 / C936M 中実コンクリートインターロッキング舗装ユInterlocking Paving Units

ニットの規格C1093 Practice for Accreditation of Testing Agencies

C1093 組積造に関する試験機関の認定のための慣行

for Masonry
C1232 Terminology for Masonry

C1232 組積造の用語

C1319 Specification for Concrete Grid Paving Units

C1319 コンクリートグリッド舗装ユニットの規格

C1372

C1372 ドライキャストセグメント擁壁ユニットの規格

Specificationfor

Dry-Cast

Segmental

Retaining Wall Units
C1491 Specification for Concrete Roof Pavers

C1491 コンクリート屋根舗装の規格

C1552 Practice for Capping Concrete Masonry Units,

C1552 圧縮試験用のコンクリート組積ユニット、関連ユニ

Related Units and Masonry Prisms for Compression

ット、および組積造プリズムのキャッピング方法

Testing
C1634 Specification for Concrete Facing Brick

C1634 コンクリート表面仕上げレンガの規格

C1716/C1716M Specification for Compression Testing

C1716 / C1716M コンクリート組積ユニット、関連ユニッMachine Requirements for Concrete Masonry Units,

ト、およびプリズムの圧縮試験機要件の規格

Related Units, and Prisms
C1782/C1782M Specification for Segmental Concrete

C1782 / C1782M セグメントコンクリート舗装スラブの規格

Paving Slabs
D1056 Specification for Flexible Cellular Materials
Sponge or Expanded Rubber

142

D1056 軟質セルスポンジまたは発泡ゴムの規格

D6684 Specification for Materials and Manufacture of

D6684 分節式コンクリートブロック（ACB）システムの材料

Articulating Concrete Block (ACB) Systemsと製造の規格

E4 Practices for Force Verification of TestingE4 試験機の力の検証のための慣行

Machines

E6 機械的試験の方法に関連する用語

E6 Terminology Relating to Methods of Mechanical
Testing
2.2 Other Documents:

2.2 その他の文書：

SP 960-12 NIST Recommended Practice Guide –SP 960−12 NIST 推奨方法ガイド–ストップウォッチとタイ

Stopwatch and Timer Calibration3

マーのキャリブレーション 3
3.用語

3. Terminology

3.1 用語 C1232 および E6 で定義されている用語は、こ3.1 Terminology defined in Terminologies C1232 andE6 shall apply for these test methods.

れらの試験方法に適用されるものとします。

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2 この規格に固有の用語の定義：

3.2.1 lot, n—any number of concrete masonry units or

3.2.1 ロット、n−同じ材料、コンクリート調合設計、製造方

related units, designated by the producer, of any

法、および養生方法で製造され、生産者によって指定された

configuration or dimension manufactured by the

形状または寸法のコンクリート組積ユニットまたは関連ユニッproducer using the same materials, concrete mix

トの任意の数。

design, manufacturing process, and curing method.
4.重要性と使用

4. Significance and Use
4.1 These test methods provide general testing

4.1 これらの試験方法は、幅広いコンクリート製品に適用

requirements for application to a broad range ofするための一般的な試験要件を提供します。これらの一般的

concrete products. Those general testing requirements

な試験要件は、この規格の本文に含まれています。

are included in the body of this standard.
NOTE 2—Consult manufacturer, supplier, product

注 2−この規格の付属書で扱われていない製品のより具体的

specifications, or other resources for more specificな測定または試験のガイドラインについては、製造元、サプラ

measurement or testing guidelines for those products

イヤ、製品仕様、またはその他に問い合わせてください。

not addressed with the annex of this standard.
2

For referenced ASTM standards, visit the ASTM

2

参照されている ASTM 規格については、ASTM Web サイ

website, www.astm.org, or contact ASTM Customer

ト（www.astm.org）にアクセスするか、ASTM カスタマーサ

Service at service[astm.org. For referenced ASTM

ー ビ ス （ service[astm.org ） に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or

ASTM 規格の年次ブックのボリューム情報については、

contact ASTM Customer Service at service[astm.org.

ASTM Web サイトの規格のドキュメントの概要ページを参照

For Annual Book of ASTM Standards

してください。

information,

refer

to

the

standard’s

volumeDocument

Summary page on the ASTM website.
3

Available at http://tf.nist.gov/general/pdf/2281.pdf

143

http：//tf.nist.gov/general/pdf/2281.pdf で入手可能

3

4.2 These test methods provide specific testing
requirements

in

two

distinctsections,

4.2 これらの試験方法は、2 つの異なる節で特定の試験

the

要件を提供します。これらの試験方法の対象となるすべてのrequirements applicable to all units covered by these

ユニットに適用される要件と、特定のユニットタイプに適用さtest methods and those applicable to the specific unit

れる要件です。すべてのユニットに適用される要件は、これら

types. The requirements applicable to all units areの試験方法の本体に含まれており、特定のユニットタイプにincluded in the body of these test methods and those

適用される要件は、付録に含まれています。

applicable to the specific unit types are included within
the annexes.

5.サンプリング

5. Sampling
5.1 Selection of Test Specimens:

5.1 試験体の選定：

5.1.1 For purposes of testing, full-sized units shall be

5.1.1 試験の目的で、全形ユニットは購入者または権限

selected by the purchaser or authorized representative.

のある代表者が選択するものとします。選択された試験体

Thesimilarは、同様の形状と寸法のものでなければなりません。試験体

configuration and dimensions. Specimens shall be

は、選択されたユニットのロット全体を代表するものでなけれrepresentative of the whole lot of units from which they

ばなりません。

selected

specimens

shall

be

of

are selected.
5.2 Number of Specimens:

5.2 試験体数：5.2.1 Unless specified otherwise in the applicable

5.2.1 該当する附属書に別段の定めがない限り、１セット

annex, a set of units shall consist of six full-size units.
5.3 Remove loose material from the specimens(including the cores) prior to determining the received

は 6 個のフルサイズユニットで構成されなければならない。
5.3 受取時重量を決める前に、試験体（コアを含む）から付着物を取り除きます。

weight.
NOTE 3—An abrasive stone or wire brush is typically

注 3−付着物を取り除くために、通常、研磨石またはワイヤー

used to remove loose material.

ブラシが使用されます。

5.4 Identification—Mark each specimen so that it may

5.4 識別−いつでも識別できるように、各試験体にマーク

be identified at any time. Markings shall cover not

を付けます。マーキングは、試験体の表面積の 5％以下としmore than 5 % of the surface area of the specimen.

ます。

5.5 Received Weight—Prior to performing tests, weigh

5.5 受取時重量−試験を実行する前に、サンプリングとマ

each specimen after sampling and marking, and record

ーキングの後に各試験体の重量を計り、wr（受取時重量）とし

as wr (received weight). Record time and place wr wasて記録します。記録時間と場所の wr が測定されます。

measured.
direct

注 4−受取時重量は、他のユニットの特性と直接的な関係

relationships with other unit properties and areがあることが多いため、結果を評価したり、並べ替えたりする

therefore a useful method of evaluating results or forのに便利な方法です。試験体のサブセットの平均がサンプリ

sorting purposes. It is good laboratory practice to

ングされたユニットに類似するとともに代表するように、強度やNOTE

4—Received

weights

often

have

144

separate sampled units for strength and absorption

吸水率の試験のためにサンプリングされたユニットを受取時

testing by received weight, such that the averages of

重量で分離することは良い実験室慣行です。受取時重量

the

and

は、試験結果の不一致やユニット製造の問題を評価するのrepresentative of the sampled units. Received weightにも役立つ場合があります。コンクリート組積ユニットおよび関

may also be useful in evaluating inconsistency in test

連ユニットの重量は、主にユニット内の湿気の結果として、時

results or unit production issues. The weight of a

間および暴露条件によって変化します。したがって、受取時

concrete masonry unit and related unit changes with

重量値の前後関係を理解するには、その重量が測定された

time and exposure conditions, primarily as a result of

時点と参照フレームを理解することも重要です。 「時間と場the moisture within the unit. Therefore, to understand所」とは、ユニットがいつどこでサンプリングされたかではな

the context of a received weight value, it is also

く、受取時重量がいつどこで測定されたかを指します。日付とimportant to understand the point in time and the

時刻の参照に加えて、ユニットが実験室環境と平衡に達した

frame of reference when that weight was determined.

後、ユニットが出荷される前、または現場に配送された後など“Time and place” should not refer to when and whereに、これらの重量が決定されたかどうかを知ることも重要で

the unit was sampled but when and where the received

す。含水率はコンクリート組積ユニットの物理的特性要件でweights were determined. In addition to date and timeはないため、受取時重量を現場で測定する必要はありません

references, it is also important to know if those weights（特定の作業に特に指定されている場合を除く）。

subsetsofspecimensaresimilarwere determined after units reached equilibrium withlab environment, or before units were shipped, or after
delivery to the job site, and so forth. Moisture content
is not a physical property requirement of concrete
masonry units, therefore field measurement of received
weight is not necessary (unless specifically specified fora particular job).

6.寸法測定6. Measurement of Dimensions

6.1 装置：

6.1 Apparatus:to

6.1.1 測定装置−試験体の寸法を測定するために使用さmeasure specimen dimensions shall have divisions not

れる装置は、寸法が 0.1 インチ[2.5mm]に最も近く、0.01 イ

greater than 0.1 in. [2.5mm] when the dimension is to

ンチ[2.5 mm]以下で報告される場合、0.1 インチ[2.5mm]以

be reported to the nearest 0.1 in. [2.5mm] and not

下 の 目 盛 り を 持 つ も の と し ま す 。 寸 法 が 0.01 イ ン チ

greater than 0.01 in.[0.25mm] when the dimension is[0.25mm]に最も近い値に報告される場合は 0.25mm]。

6.1.1

Measurement

Devices—Devices

usedto be reported to the nearest 0.01 in. [0.25mm].
6.1.2 Measuring devices shall be readable and6.1.2 測定装置は、報告が必要な部門にとって読みやす

accurate to the division required to be reported.

く正確でなければなりません。精度は、少なくとも年に 1 回検

Accuracy shall be verified at least once annually.

証する必要があります。検証記録には、検証日、検証を実施

Verification record shall include date of verification,

する個人または機関、使用された参照標準の証明、検証中

145

person or agency performing verification, identificationに使用された試験値、および試験値での読み取り値が含まof reference standard used, test points used during

れるものとします。

verification, and readings at test points.
6.2 Specimens—Three full-size units shall be selected
for measurement of dimensions.

6.2 試験体-寸法測定には、3 個の全形ユニットを選択するものとします。

in

6.3 測定−この規格の当該付属書に従って試験体を測定

accordance with the applicable annex of this standard.

します。この規格の付属書でカバーされていない製品についFor those products not covered by the annexes of thisては、報告が必要な最も近い区分に対して、試験体の両サイ

standard, measure overall dimensions (width, height,

ドの少なくとも 2 つの場所で全体の寸法（幅、高さ、長さ）を測

length) in at least two locations on opposite sides of the

定します。試験体のスケッチまたは写真に各測定の位置を文

specimen to the nearest division required to be

書化します。

6.3

Measurements—Measurespecimens

reported. Document location of each measurement on a
sketch or photograph of the specimen.
NOTE 5—Specimens used for measurement ofdimensions may be used in other tests.

注 5−寸法の測定に使用される試験体は、他の試験で使用される場合があります。

NOTE 6—Calipers, micrometers, and steel scales and

注 6−適切な精度と読みやすさのキャリパー、マイクロメート

dividers of the appropriate accuracy and readability

ル、スチールスケールおよびディバイダーは、これらの測定

haveに適切であることが示されています。

been

shown

to

be

adequate

for

these

measurements.

7.圧縮強度

7. Compressive Strength
7.1

Test

testing

Apparatus—The

machineshallcompressive

conform

tostrength

Specification

7.1 試 験 装 置 − 圧 縮 強 度 試 験 機 は 、 規 格 C1716 /C1716M に準拠している必要があります。

C1716/C1716M.
NOTE 7—Previous versions of this standard havecontained

specificrequirements

forcompressive

strength test machines. These requirements have been
replacedwithreferenceto

注 7—この規格の以前のバージョンには、圧縮強度試験機の特定の要件が含まれていました。これらの要件は、規格C1716 / C1716M への参照に置き換えられました。

Specification

C1716/C1716M.
7.2 Test Specimens:

7.2 試験体：

7.2.1 Unless specified otherwise in the applicable

7.2.1 該当する付属書に特に明記されていない限り、3 個

annex, test three specimens in compression.

の試験体を圧縮試験します。

7.2.2 Unless specified otherwise in the applicable

7.2.2 該当する附属書に別段の定めがない限り、試験体

annex, specimens shall be full-sized units except whenの形状または試験機の要件のためにユニットを全形で試験

the units cannot be tested full-size due to specimen

できない場合を除き、試験体は全形のユニットでなければな

configuration or testing machine requirements. In

らない。このような場合は、付属書 A1 に従って試験体のサイ146

these cases, reduce the specimen size in accordance

ズを小さくしてください。

with Annex A1.
store

7.2.3 実験室への配送後、圧縮試験体（積み重ねず、すcompression specimens (unstacked and separated by

べての面を 0.5 インチ[13mm]以上離して）は 75±15°F

not less than 0.5 in.[13mm] on all sides) continuously[24±8°C]の温度、相対湿度が 80％未満で 48 時間以上

in air at a temperature of 75± 15°F [24±8°C] and a

継続的に空気中で保管します。または、圧縮結果がより早く

relative humidity of less than 80 % for not less than 48

必要な場合は、上記と同じ環境で保管されていないユニット

h. Alternatively, if compression results are required

を、扇風機に 4 時間以上あてて保管します。 2 時間間隔で

sooner, store units unstacked in the same environment

2 回連続して計量すると、以前に測定した試験体の重量のdescribed above with a current of air from an electric

0.2％以下の減少増加が示され、ユニットのどの表面にも湿

fan passing over them for a period of not less than 4 h.

気や湿っぽさが見られなくなるまで、試験体に空気を流し続Continue passing air over the specimens until two

けます。試験体はオーブン乾燥器にかけないでください。

7.2.3

After

deliverytothelaboratory,

successive weightings at intervals of 2 h show anincrement of loss not greater than 0.2 % of thepreviously determined weight of the specimen anduntil no moisture or dampness is visible on any surfaceof the unit. Specimens shall not be subjected to ovendrying.
NOTE 8—In this test method, net area (other than

注 8—この試験方法では、正味面積（特定の中実ユニット

certain solid units, see 9.5) is determined from以外、9.5 を参照）は、圧縮試験にかけられたもの以外の試

specimens other than those subjected to compression

験体から測定されます。圧縮強度試験方法は、正味体積のtesting. The compressive strength method is based on

測定に使用されるユニット（吸水率試験体）が圧縮試験に使

the assumption that units used for determining net

用されるユニットと同じ正味体積を持っているという仮定に基volume (absorption specimens) have the same net

づいています。選定された、表面が不規則なスプリットユニッ

volume as units used for compression testing. Sampled

トは、吸水率試験体が視覚的に代表的な正味体積と圧縮試

split face units, which have irregular surfaces, should

験体を代表する重量を持つように、ロットから選定するときにbe divided at the time they are sampled from the lot,

分けられる必要があります。

such that the absorption test specimens have a net
volume that is visually representative and a weight
that

is

representativeof thecompression test

specimens.
7.2.4 Where saw-cutting of test specimens is allowed

7.2.4 規格または当該付属書で試験体の切断が許される

or required by the standard or applicable annex,

または要求されている場合、切断は正確で適切な方法で行

sawing shall be performed in an accurate, competent

われ、試験体の切断時振動はできるだけ少なくするものとしmanner, subjecting the specimen to as little saw

ます。適切な硬度のダイヤモンドソーブレードを使用してくだvibration as possible. Use a diamond saw blade of

さい。切断後、試験を継続する前に、切断操作からの残留物

147

proper hardness. Following cutting, residue from theを除去する必要があります（注 9 を参照）。切断中に試験体がcutting operation shall be removed prior to continuing

濡れる場合は、7.2.3 に概説されている手順により、試験前に

testing (see Note 9). If the specimen is wetted during

試験体を実験室の空気条件と平衡状態になるまで乾燥させsawing, allow the specimen to dry to equilibrium withます。

laboratory air conditions before testing, using theprocedures outlined in 7.2.3.
NOTE 9—For specimens cut with a wet saw, rinsing

注 9—湿式で切断された試験体の場合、切断残留物を除with clean water is typically sufficient for removing

去するには、通常、きれいな水ですすぐことで十分です。乾

cutting residue. For specimens cut with a dry saw,式で切った試験体の場合、通常、柔らかい毛のブラシでブラ

brushing with a soft-bristle brush is typically sufficient

ッシングするだけで、切断の残留物を取り除くことができまfor removing cutting residue.

す。

7.2.5 If compression test specimens have been saw-cut

7.2.5 圧縮試験体が全形ユニットから切断され、圧縮試験

from full-sized units and the net area of the

体の正味面積が 9.5.1 で測定できない場合は、圧縮試験体

compression test specimens cannot be determined byの寸法と形状に追加の 3 個のユニットを切断します。切断し9.5.1, saw-cut an additional three units to the

た圧縮試験体の平均正味面積は、9.5 で要求されているよう

dimensions and configuration of the three compressionに計算された追加の 3 つの切断ユニットの平均正味面積とみtest specimens. The average net area for the saw-cut

なされます。切断された試験体の計算された正味体積は、同compression specimens shall be taken as the average

等の厚さの計算に使用してはならない。

net area of the additional three saw-cut units
calculated as required in 9.5. Calculated net volumes ofsaw-cut specimens shall not be used in calculating
equivalent thickness.
7.3 Capping—Cap test specimens in accordance with

7.3 キャッピング−プラクティス C1552 に従って試験体にPractice C1552.

キャッピングします。

7.4 Compression Testing Procedure:

7.4 圧縮試験手順：

7.4.1 Position of Specimens—Test specimens with the

7.4.1 試験体の位置−試験体の加圧面の図心を試験機のcentroid of their bearing surfaces aligned vertically

球面座鋼製軸受ブロックの加力軸に垂直に合わせます（注with the center of thrust of the spherically seated steel10）。水平方向にコアで使用することを目的とした特別なユニ

bearing block of the testing machine (Note 10). Except

ットを除いて、コアを含むすべての空洞コンクリート組積ユニ

for special units intended for use with their cores in a

ットを垂直方向で試験します。 100％中実の組積ユニットと、

horizontal direction, test all hollow concrete masonry

使用中と同じ方向の水平方向に空洞コアを使用することを目

units with their cores in a vertical direction. Test

的とした特殊な空洞ユニットを試験します。各ユニットを試験

masonry units that are 100 % solid and special hollow

する前に、上部プラテンが球形の座部内で自由に動くことを

units intended for use with their hollow cores in a

確認して、試験中に均一な座部を実現します。

horizontal direction in the same direction as in service.
Prior to testing each unit, ensure that the upper platen148

moves freely within its spherical seat to attain uniform
seating during testing.
NOTE 10—For those masonry units that are

注 10−軸に対して対称な組積ユニットの場合、その軸に垂symmetrical about an axis, the location of that axis can

直な（ただし同じ平面内の）寸法を 2 で割ることにより、その軸

be determined geometrically by dividing the dimensionの位置を幾何学的に決定できます。軸に関して非対称である

perpendicular to that axis (but in the same plane) by

組積ユニットの場合、その軸の位置は、その軸に平行に配置

two. For those masonry units that are nonsymmetrical

されたナイフエッジまたは金属棒上で組積ユニットのバランス

about an axis, the location of that axis can beをとることによって決定できます。金属棒を使用する場合、棒

determined by balancing the masonry unit on a knife

は真っ直ぐで円筒形（平らな面で自由に転がることができる）

edge or a metal rod placed parallel to that axis. If aで、直径が 0.25 インチ[6mm]以上 0.75 インチ[19mm]以下

metal rod is used, the rod shall be straight, cylindrical

でなければなりません。また、その長さは、試験体の上に置い(able to roll freely on a flat surface), have a diameter of

たときに、試験体の両端を超えて延びるのに十分でなければ

not less than 0.25 in. [6 mm] and not more than 0.75

ならない。金属棒は、滑らかで平らな面に配置する必要があ

in. [19 mm], and its length shall be sufficient to extend

ります。決定したら、中心軸は、0.05 インチ[1.5mm]以下のpast each end of the specimen when placed upon it. The

マーキング幅を持つ鉛筆またはマーカーを使用してユニット

metal rod shall be placed on a smooth, flat, levelの 端 に マ ー キ ン グ す る も の と し ま す 。 試 験 方 法 C143 /surface. Once determined, the centroidal axis shall be

C143M に従って実施されるスランプ試験でコンクリートとグラ

marked on the end of the unit using a pencil or marker

ウトの圧密に使用されるタンピングロッドは、バランスロッドとし

having a marking width of not greater than 0.05 in. [1.5てよく使用されます。

mm]. A tamping rod used for consolidation of concreteand grout for slump tests performed in accordance with
Test Method C143/C143M is often used as a balancingrod.
7.4.2 Moisture Condition of Specimens—At the time
the specimens are tested, they shall be free of visible

7.4.2 試験体の水分状態−試験体を試験する時点で、目に見える湿気や湿っぽさがあってはならない。

moisture or dampness.
7.4.3 Speed of Testing—Apply the load (up to one half

7.4.3 試験の速度−任意の都合のよい速度で（予想される

of the expected maximum load) at any convenient rate,

最大荷重の半分まで）載加し、その後、必要に応じて試験機

after which adjust the controls of the machine asの制御を調整して、移動ヘッドの移動速度が均一になるよう

required to give a uniform rate of travel of the movingにします。残りの負荷は 1 分以上 2 分以内に適用されます。

head such that the remaining load is applied in not less

最初の試験体の結果は、荷重の後半の載荷時間が 30 秒をthan 1 nor more than 2 min. The results of the first

超える限り破棄してはなりません。

specimen shall not be discarded so long as the actualloading time for the second half of the actual load isgreater than 30 s.
NOTE 11—The allowance for a loading rate outside of149

注 11−最初の試験体の 1〜2 分以外の載荷速度の許容値

1 to 2 min for the first specimen acknowledges that theは、予想される負荷が実際の最大負荷と異なる場合があるこ

expected load may be different than the actualとを認めています。残りの 2 つの試験体の載荷速度は、最初

maximum load. The load rate for the remaining twoの試験体の結果に基づいて調整する必要があります。

specimens should be adjusted based on the first
specimen results.
7.4.4

Maximum

Load—Recordthemaximum

7.4.4 最大荷重−最大圧縮荷重をポンド[ニュートン]でcompressive load in pounds [newtons] as Pmax.

Pmax として記録します。

8. Absorption

8.吸水率

8.1 Apparatus—Unless specified otherwise in theappropriate annex, the following equipment shall be

8.1 装置−適切な付属書に別段の定めがない限り、以下の装置を使用するものとします。

used:8.1.1 Balance—A balance readable and accurate to

8.1.1 天びん−試験された最小の試験体の重量の 0.1％

0.1 % of the weight of the smallest specimen tested.

まで読み取り可能で正確な天びん。天びんは、プラクティス

Balances shall be calibrated in accordance with

C1093 に従って校正するものとします。

Practice C1093.
8.1.2 Oven—A ventilated oven of appropriate size

8.1.2 オーブン—230±9°F [110±5°C]の均一な温度

capable of maintaining a uniform temperature of 230±を維持できる適切なサイズの換気オーブン。オーブンは、プ

9°F [110±5°C]. Ovens shall be verified in accordance

ラクティス C1093 に従って検証されるものとします。

with Practice C1093.
8.1.3 Timer—A timer readable and accurate to 1

8.1.3 タイマー—1 秒まで読み取り可能で正確なタイマー。

second. Timers shall be verified in accordance with

タイマーは、プラクティス C1093 に従って検証する必要があ

Practice C1093.(See Note 12.)

ります（注 12 を参照）。

NOTE 12—Recommended procedures for verifying

注 12−タイマーを検証するための推奨手順は、NIST

timers can be found in NIST Special Publication 960-

Special Publication 960-12（2009）：NIST 推奨プラクティ

12 (2009): NIST Recommended Practice Guide—

スガイド−ストップウォッチとタイマーのキャリブレーションに記

Stopwatch and Timer Calibrations.

載されています。

8.2 Test Specimens:

8.2 試験体：

8.2.1 Unless specified otherwise in the applicable

8.2.1 当該付属書に別段の指定がない限り、3 個の試験

annex, test three specimens in absorption.

体の吸水率を試験します。

8.2.2 Unless specified otherwise in the applicable

8.2.2 当該附属書に別段の定めがない限り、試験は全形

annex, tests shall be performed on full-sized units orのユニットまたは全形のユニットからの切り出した試験体で実specimens saw-cut from full-sized units. Calculated

施しなければならない。縮小サイズの吸水率試験体の吸水

values for absorption and density of reduced-size

率と密度の計算値は、ユニット全体の代表と見なされます。

absorption

specimens

shall

be

consideredasrepresentative of the whole unit.

150

8.2.2.1 When test specimens are saw-cut from full-

8.2.2.1 試験体を全形のユニットから切断する場合、試験

sized units, the test specimen shall have an initial

体は、全形のユニットの初期受入時重量の 20％以上の切断

weight after cutting of no less than 20 % of the initial

後重量を持たなければならない。

received weight of the full-sized unit.
NOTE 13—When performing absorption tests on

注 13—縮小サイズの試験体で吸水率試験を実施する場

reduced-sized specimens, it is preferable to have a test

合、実際に可能な限り大きく、実験装置に収容できる試験体

specimen that is as large as practically possible and canを用意することが望ましい。これは、吸水率結果の場所固有

be accommodated by laboratory equipment. This helpsの変動を減らすのに役立ちます。

to reduce any location-specific variability from theabsorption results.
8.3 Procedure:

8.3 手順：8.3.1 Immerse the test specimens in water at a8.3.1 試験体の上面が少なくとも 6 インチ[150mm]水面

temperature of 60 to 80°F [15 to 27°C] for 24 to 28 h

下になるように、試験体を 60〜80°F [15〜27°C]の温度でsuch that the top surfaces of the specimens are at least

24〜28 時間水に浸します。試験体は、金網、格子、または他

6 in. [150 mm] below the surface of the water.

のスペーサーを使用して、互いに、および浸漬タンクの底かSpecimens shall be separated from each other and fromら少なくとも 0.125 インチ[3mm]離す必要があります。スペー

the bottom of the immersion tank by at least 0.125 in.

サーは、スペーサーと直接接触している面の面積の 10％を

[3 mm], using wire mesh, grating, or other spacers. The

超えてはならない（注 14 を参照）。

spacer shall not cover more than 10 % of the area of theface that is in direct contact with the spacer (see Note
14).
NOTE 14—The intent of the requirement for spacer

注 14—試験体の表面にスペーサーが接触する場合の要

contact with the specimen surface is to limit the

求事項の目的は、スペーサーの妨げによる水の吸水率の低possibility of reduced absorption of water due to

下の可能性を制限することです。コンプライアンスを決定する

blockage by the spacer. In order to determine

ために、スペーサーと接触している試験体表面の面積のみがcompliance, only the area of the surface of the specimen

考慮される必要があります。たとえば、試験体の底部とタンク

in contact with the spacer should be considered. Forの底部の間にスペーサーを使用する場合、10％の制限を決

example, when a spacer is used between the bottom of

定するために、ユニットの底部の面積のみを使用する必要がthe specimen and the bottom of the tank, only the area

あります（試験体全体の表面積ではありません）。

of the bottom of the unit should be used to determine
the 10 % limit (not the surface area of the entire
specimen).
8.3.2 Weigh the specimens while suspended by ametal wire and completely submerged in water and8.3.2 金属線で吊るし、完全に水に沈めた状態で試験体の重量を測定し、wi（浸漬重量）を記録します。

record wi (immersed weight).
8.3.3 Remove the specimens from water and allow to

151

8.3.3 試験体を水から取り出し、0.375 インチ[10mm]また

drain by placing them on a 0.375-in. [10-mm] or coarser

はより粗い金網の上に置いて水切りします。試験体の水切り

wire mesh. While the specimen is draining and before

中および計量前に、湿らせた布で目に見える表面の水を取り

weighing, remove visible surface water with a damp

除きます。水から取り出してから 60±5 秒後、試験体の重量

cloth. Weigh specimens 60±5s following removal fromを測り、ws（飽和重量）として記録します。

water. Record as ws (saturated weight).
8.3.4 Subsequent to saturation, dry all specimens in a

8.3.4 飽和後、すべての試験体を 230±9°F [110 ±ventilated oven at 230±9°F [110±5°C] for not less5°C]の換気できるオーブンで 24 時間以上、2 時間間隔でthan 24 h and until two successive weighings at

2 回連続して計量した減少増加が最後に測定された重量のintervals of 2 h show an increment of loss not greater

0.2％より大きくならないまで乾燥させます。wd（オーブン乾燥

than 0.2 % of the last previously determined weight of重量）として乾燥試験体の重量を記録する。

the specimen. Record weight of dried specimens as wd(oven-dry weight).

9.計算

9. Calculations

9.1 吸水率−次のように吸水率を計算します。

9.1 Absorption—Calculate absorption as follows:
Absorption, lb/ft3 = [(ws- wd)/(ws - wi)]×62.4(1)

吸水率、lb / ft3 = [(ws- wd)/(ws - wi)]×62.4[Absorption , kg/m3 = [(ws- wd)/(ws - wi)]×1000][吸水率、kg/m3 = [(ws- wd)/(ws - wi)]×1000]

Absorption, % = [(ws- wd)/ wd ]×100

吸水率、％= [(ws- wd)/ wd ]×100

where:

ただし：

ws = saturated weight of specimen, lb [kg],ws =試験体の飽和重量、lb [kg]、wi = immersed weight of specimen, lb [kg], andwi =試験体の浸漬重量、lb [kg]、および

wd = oven-dry weight of specimen, lb [kg].

wd =試験体のオーブン乾燥重量、lb [kg]9.2

Moisture

Content—Calculatethemoisturecontent of the unit at the time it is sampled (when wr is(1)

9.2 含水率−サンプリング時（wr の測定時）のユニットの含水率を次のように計算します。

measured) as follows:
Moisture Content, % of total absorption =[(wr- wd)/ (ws- wd)]×100

全吸水率に対する水分含有量（%）=(2)[(wr- wd)/ (ws- wd)]×100

where:

ただし：

wr = received weight of unit, lb [kg],wr =ユニットの受取時重量、lb [kg]、wd = oven-dry weight of unit, lb [kg], and

wd =ユニットのオーブン乾燥重量、lb [kg]、および

ws = saturated weight of unit, lb [kg].

ws =ユニットの飽和重量、lb [kg](2)

NOTE 15—When determining the moisture content of

注 15−ユニットまたはユニットのセットの含水率を測定する

a unit or set of units, the value determined is a measure

場合、測定される値は、ユニット受取時重量の wr に基づくユof the water content of a unit based upon the received

ニットの含水率の測定値です。したがって、上記の含水率のweight of the unit wr. Thus, the moisture content

計算は、受取時重量 wr が取得された時点のユニット含水率

calculation above is only applicable to the unitにのみ適用されます。

152

moisture content at the time the received weight, wr, isobtained.
9.3 Density—Calculate oven-dry density as follows:

9.3 密度−次のようにオーブン乾燥密度を計算します。

Density (D), lb/ft3 = [wd ⁄ (ws - wi) ] × 62.4

密度(D), lb/ft3 = [wd ⁄ (ws - wi) ] × 62.4

(3)

[Density (D),kg/ m3 = [wd ⁄ (ws - wi) ] ×1000][密度(D),kg/ m3 = [wd ⁄ (ws - wi) ] ×1000]

where:

ただし：

wd = oven-dry weight of specimen, lb [kg],wd =試験体のオーブン乾燥重量、lb [kg]、ws = saturated weight of specimen, lb [kg], andws =試験体の飽和重量、lb [kg]、および

wi = immersed weight of specimen, lb [kg].

wi =試験体の浸漬重量、lb [kg]9.4 Net Volume—Calculate net volume as follows:

9.4 正味体積−次のように正味体積を計算します。

Net Volume(Vn),ft3 = wd ⁄ D = (ws -wi) ⁄ 62.4

正味体積(Vn),ft3 = wd ⁄ D = (ws -wi) ⁄ 62.4

(4)

(4)

正味体積(Vn),cm3 = wd ⁄ D = (ws -wi) ⁄ 103[Net Volume(Vn),cm3 = wd ⁄ D = (ws -wi) ⁄103
where:

ただし：

Vn = net volume of specimen, ft3 [cm3],

Vn =試験体の正味体積、ft3 [cm3]、

wd = oven-dry weight of specimen, lb [kg],wd =試験体のオーブン乾燥重量、lb [kg]、D = oven-dry density of specimen, lb/ft3 [kg ⁄m3],

D =試験体のオーブン乾燥密度、lb/ft3 [kg ⁄m3]、

ws = saturated weight of specimen, lb [kg], andws =試験体の飽和重量、lb [kg]、および

wi = immersed weight of specimen, lb [kg].

wi =試験体の浸漬重量、lb [kg]9.5 Average Net Area—Calculate net area as follows:

9.5 平均正味面積−次のように正味面積を計算します。

Average Net Area (An), in.2 =(Vn× 1728) ⁄ H

平均正味面積(An), in.2 =(Vn× 1728) ⁄ H(5)[Average Net Area(An),mm2 = (Vn× 103) ⁄ H]

[平均正味面積(An),mm2 = (Vn× 103) ⁄ H]

where:

ただし：

Vn = net volume of specimen, ft3 [cm3],

Vn =試験体の正味体積、ft3 [cm3]、

An = average net area of specimen, in.2 [mm2], andAn =試験体の平均正味面積、in.2 [mm2]、および

H = average height of specimen, in. [mm].

H =試験体の平均高さ、インチ[mm](5)NOTE 16−In SI units, net volume is calculated in

注 16−SI 単位では、正味体積は、この規格の報告要件とterms of cubic centimeters to be consistent with the

一致するように立方センチメートルで計算されます。ただし、reporting requirements of this standard. Net area,

正味面積は、N/ mm2 として定義される MPa での圧縮強度

however, is calculated in terms of square millimeters inの計算を容易にするために、平方ミリメートルで計算されまorder to facilitate calculation of compressive strength

す。

in MPa which is defined as N/mm2.
9.5.1 Except for irregularly shaped specimens, such as

9.5.1 割裂面などの不規則な形状の試験体を除き、加圧

those with split surfaces, calculate the net area of

面に平行なすべての平面での正味断面積が、同じ平面で測

coupons and those specimens whose net cross-sectional

定された総断面積に等しいクーポン試験体の正味面積を次

area in every plane parallel to the bearing surface isのように計算します：

equal to the gross cross-sectional area measured in the153same plane, as follows:
Net Area (An), in.2 [mm2] = L ×W

正味面積(An), in.2 [mm2] = L ×W

(6)

(6)

where:

ただし：

An = net area of coupon or specimen, in.2 [mm2],

An =クーポンまたは試験体の正味面積、in.2 [mm2]、

L = average length of coupon or specimen, in. [mm], and

L =クーポンまたは試験体の平均の長さ、in. [mm]、および

W = average width of coupon or specimen, in. [mm].

W =クーポンまたは試験体の平均幅 in. [mm]9.6 Gross Area—Calculate gross area of each

9.6 総面積−各試験体の総面積を次のように計算します。

specimen as follows:
Gross Area(Ag), in.2 [mm2]= L×W

総面積(Ag), in.2 [mm2]= L×W(7)

where:

ただし：

Ag = gross area of specimen, in.2 [mm2],

Ag =試験体の総面積、in.2 [mm2]、

L = average length of specimen, in. [mm], and

L =試験体の平均長さ、in. [mm]、および

W = average width of specimen, in. [mm].

W =試験体の平均幅、in. [mm](7)9.6.1 The gross cross-sectional area of a specimen is

9.6.1 試験体の総断面積は、空孔およびリエントラントス

the total area of a section perpendicular to the direction

ペースの領域を含む、荷重の方向に垂直な断面の総面積でof the load, including areas within cells and reentrant

す。ただし、これらのスペースが隣接する組積ユニットの一部

spaces, unless these spaces are to be occupied in the

分によって組積ユニット内で占められている場合を除きます。

masonry by portions of adjacent masonry.
9.7 Compressive Strength:

9.7 圧縮強度：

9.7.1 Net Area Compressive Strength—Calculate the9.7.1 正味面積圧縮強度−試験体の正味面積圧縮強度

net area compressive strength of the specimen asを次のように計算します。

follows:
Net Area Compressive Strength, psi [MPa] = Pmax/An

正味面積圧縮強度、psi [ MPa]= Pmax / An

（8）

(8)

ただし：

where:

Pmax =最大圧縮荷重、lb [N]、および

Pmax = maximum compressive load, lb [N], andAn、avg =3 個の吸水率試験体のそれぞれについて測定されAn, avg = average of the net area values determined for

た正味面積の平均値、in.2 [mm2]each of the three absorption specimens, in.2 [mm2].
9.7.2 Gross Area Compressive Strength—Calculate
the gross area compressive strength of the specimen as

9.7.2 全断面縮強度−次のように試験体の全断面圧縮強度を計算します。

follows:
Gross Area Compressive Strength, psi [MPa] = Pmax/Ag

全断面圧縮強度、psi [ MPa]= Pmax / Ag

（9）

(9)

ただし：

where:

Pmax =最大圧縮荷重、lb [N]、および

Pmax = maximum compressive load, lb [N], andAg、avg = 3 個の試験体のそれぞれについて測定された総面

Ag, avg = average of the gross area values determined for

積値の平均、in.2 [mm2]154each of the three specimens, in.2 [mm2].

10. 報告10. Report
10.1 For the purpose of reporting test results, allobserved or calculated values shall be rounded using

10.1 試験結果を報告する目的で、すべての測定値または計算値は、次の手順を使用して丸められるものとします。

the following procedure:
10.1.1 When the digit immediately after the last place
to be retained is less than 5, retain unchanged the digit

10.1.1 最後に保持する桁の直後の桁が 5 未満の場合、最後に保持する桁を変更せずに保持します。

in the last place retained.
10.1.2 When the digit immediately after the last place
to be retained is greater than or equal to 5, increase by

10.1.2 保持する最後の場所の直後の桁が 5 以上の場
合、最後に保持する場所の桁を 1 増やします。

1 the digit in the last place retained.
NOTE 17—As an example, density results are

注 17—例として、密度の結果は、10.3.7 で 0.1 lb / ft3 [1required to be reported to the nearest 0.1 lb/ft3 [1kg / m3]に最も近い値で報告する必要があります。インチポン

kg/m3]in 10.3.7. For inch-pound units, a calculated

ド単位の場合、130.8= lb / ft3 の計算値は 130.9lb / ft3 としvalue of 130.8= lb/ft3 should be reported as 130.9 lb/ft3.

て報告する必要があります。 SI 単位の場合、2095.85 kg /For SI units, a calculated value of 2095.85 kg/m3 shouldm3 の計算値は 2096kg ⁄m3 として報告する必要があります。

be reported as 2096 kg ⁄m3.
10.2 A complete report shall include the following
general information:

10.2 完全な報告には、次の一般情報を含めるものとします。

10.2.1 Name and address of the testing laboratory,

10.2.1 試験所の名前と住所、

10.2.2 Identification of the report and the date of

10.2.2 報告の証明と発行日、

issue,
10.2.3 Name and address of the client or theidentification of the project,

10.2.3 クライアントの名前と住所、またはプロジェクトの証
明、

10.2.4 Description and identification of the test

10.2.4 試験サンプルの説明と証明、

sample,10.2.5 Date of receipt of the test sample,

10.2.5 試験サンプルの受領日、

10.2.6 Date(s) of test performance,

10.2.6 試験実施の日付、10.2.7 Identification of the standard test method used,

10.2.7 使用された標準試験方法の証明（版を含む）、おincluding edition, and a notation of any known

よび試験方法からの既知の逸脱の表記、

deviation from the test method,
10.2.8 Name of the person(s) accepting technical10.2.8 試験報告書の技術的責任を受け入れる人の名前

responsibility for the test report,
10.2.9 Age of test specimens, if known,

10.2.9 試験体の年齢（わかっている場合）、

10.2.10 Identification of any test results obtained from

10.2.10 別の試験所から得られた試験結果の証明、およ155another laboratory, andび

10.2.11 A photograph, sketch, or description of the

10.2.11 ユニットの形状の写真、スケッチ、または説明。

configuration of the unit.
10.3 Unless specified otherwise in the applicable10.3 当該附属書に別段の定めがない限り、完全な報告

annex, a complete report shall include the following

書には、実施された試験について以下の試験結果を含める

test results for the tests performed:

ものとする。

10.3.1 The average width, height and length to the10.3.1 各試験体について個別に、および試験した 3 個のnearest 0.1 in. [2.5 mm] separately for each specimen

試験体の平均として、0.1 インチ[2.5mm]に最も近い平均

and as the average for the three specimens tested.

幅、高さ、および長さ。

10.3.2 The net area to the nearest 0.1 in.2 [50 mm2]
separately for each specimen and as the average for the

10.3.2 試験体ごとに、および試験した 3 個の試験体の平均として 0.1in.2 [50 mm2]に最も近い正味面積。

three specimens tested.
10.3.3 The maximum load separately for each

10.3.3 試験体ごとに、および試験した 3 個の試験体の平specimen and as the average for the three specimens

均としての最大荷重。示されている荷重を、最も近い 10 lb

tested. Record the load as indicated to the nearest 10 lb[50 N]または試験中に使用された試験機の最小分解能のい[50 N] or the minimum resolution of the test machine

ずれか大きい方で記録します。

as used during testing, whichever is greater.
10.3.4 The net area compressive strength to the10.3.4 正味面積の圧縮強度は、各試験体について個別

nearest 10 psi [0.1 MPa] separately for each specimenに、および試験した 3 つの試験体の平均として 10 psi [0.1

and as the average for the three specimens tested.

MPa]に最も近い値まで。

10.3.5 The immersed, saturated, and oven dry weights

10.3.5 浸漬、飽和、およびオーブン乾燥重量（wi、ws、お(wi, ws, and wd) to the nearest 0.1 lb [0.05 kg] separately

よび wd）を、各試験体について個別に、および試験した 3 個

for each specimen and as the average for the threeの試験体の平均として 0.1 ポンド[0.05kg]に最も近い値にしspecimens tested.

ます。

10.3.6 The absorption to the nearest 0.1 lb/ft3 [1 kg/m3]

10.3.6 各試験体について個別に、および試験した 3 個のseparately for each specimen and as the average for the

試験体の平均として、0.1 lb / ft3 [1 kg / m3]に最も近い吸水

three specimens tested.

率。

10.3.7 The density to the nearest 0.1 lb/ft3 [1 kg/m3]

10.3.7 密度は、各試験体について個別に、および試験しseparately for each specimen and as the average for the

た 3 つの試験体の平均として 0.1 lb / ft3 [1 kg / m3]に最も近three specimens tested.

いものまで。

10.3.8 When required, the received weight (wr) to the10.3.8 必要に応じて、受取時重量（wr ）を、各試験体にnearest 0.1 lb [0.05 kg] and the moisture content to the

ついて個別に、および試験した 3 個の試験体の平均として

nearest 0.1 % separately for each specimen and as the

0.1 lb [0.05 kg]に最も近く、そして含水率を 0.1％に最も近く

average for the three specimens tested. The time whenまで。水分含有量が測定された（wr が測定されたとき）も報告

the moisture content is determined (when wr is

されなければならない。

measured) shall also be reported.

156

10.3.9 The size and configuration of the specimens
tested for compressive strength and absorption.

10.3.9 圧縮強度と吸水率について試験した試験体の寸法と形状。

10.4 Provide a summary report that includes the10.4 評価された特性に該当する製品仕様への準拠を判information necessary to determine compliance with

断するために必要な情報を含む要約レポートを提供します。

the applicable product specification for the properties
evaluated.
10.5 A complete report shall also include the otherreporting requirements from the applicable annex.

10.5 完全な報告には、当該付属書からの他の報告要件も含まれるものとします。

NOTE 18—This summary report can be included as

注 18−この要約レポートは、試験報告の一部として含める

part of the test report or provided separately as a cover

ことも、添え状として個別に提供することもできます。コンクリ

letter. See Appendix X1 for an example of a test reportート組積ユニットの要約部分を含む試験報告の例についてwith summary section for concrete masonry units.

は、付録 X1 を参照してください。

11. Keywords

11.キーワード

11.1 absorption; compressive strength; concrete

11.1 吸水率；圧縮強度；コンクリート組積ユニット；密度;等masonry units; density; equivalent thickness; face

価厚さ；フェイスシェル；水分含有量;屋根舗装；ウェブ面積；

shell; moisture content; roof paver; web area; webs; web

ウェブ；ウェブ厚さ

thickness

ANNEXES

付属書(Mandatory Information)（表示義務のある情報）

A1.

TEST

PROCEDURESFORCONCRETE

A1． コンクリート組積ユニットの試験手順

MASONRY UNITS

A1.1 Scope

A1.1 範囲

A1.1.1 This annex includes testing requirements that

A1.1.1 この付録には、次のユニット規格：C90、C129 に準

are particular for concrete masonry units that are

拠するように製造されたコンクリート組積造ユニットに固有のmanufactured for compliance with the following unit

テスト要件が含まれています。

specifications: C90, C129.
A1.2 Measurement

A1.2 測定

A1.2.1 For each unit, measure and record the following

A1.2.1 各ユニットについて、報告されなければならない最も

to the nearest division required to be reported (see Fig.

近い目盛りで測定し、記録します（図 A1.1 を参照）。

A1.1):(1) Width (W) at mid-length across the top and bottom

157（1）上面及び下面の加圧面の中央での幅（W）。記録されたbearing surfaces. Average the two recorded values to

2 つの値を平均して、試験体の幅を決定します。

determine the width of the specimen.
(2) Height (H) at mid-length on each face. Average the（2）それぞれの面の中央での高さ（H）。記録された 2 つの値

two recorded values to determine the height of the

を平均して、試験体の高さを決定します。

specimen.
(3) Length (L) at mid-height on each face. Average the（3）それぞれの面の中央の高さでの長さ（L）。記録された 2

two recorded values to determine the length of the

つの値を平均して、試験体の長さを決定します。

specimen.
A1.2.2 For each unit, measure the face shellA1.2.2 各ユニットについて、製造されたユニットの上面（通thicknesses (tfs) at the thinnest point 0.50 in. [13 mm]

常は敷設されたユニットの底面）から 0.50 インチ[13 mm]下

down from the top surface of the unit as manufacturedの最も薄い点でフェイスシェルの厚さ（tfs）を測定し、報告さ(typically the bottom surface of the unit as laid) and

れなければならない最も近い目盛りで記録します。フェイスシ

record to the nearest division required to be reported.

ェルの厚さ測定では細い溝、ひっかき跡、および類似の些事

Disregard grooves, scores, and similar details in theを無視してください。

face shell thickness measurements.
A1.2.3 For each unit, when the thinnest point of

A1.2.3 各ユニットについて、反対側のフェイスシェルの最も

opposite face shells differ in thickness by less than

薄い点の厚さが 0.125 インチ[3 mm]未満の場合、記録され0.125 in. [3 mm], calculate the minimum face shell

た測定値を平均して最小フェイスシェルの厚さを計算します。

thickness by averaging the recorded measurements.

最も薄い点の差が 0.125 インチ[3mm]を超える場合、フェイ

When the thinnest points differ by more than 0.125 in.

スシェルの最小厚さは、記録された 2 つの測定値のうち小さ[3 mm], the minimum face shell thickness shall be

い方と見なされます。

taken as the smaller of the two recorded measurements.
A1.2.4 For each unit, measure the web thickness (tw)atA1.2.4 各ユニットについて、各ウェブの最も小さいウェブの厚the minimum thickness of each web to the nearest 0.01

さ（tw）を 0.01 インチ[0.25mm]に最も近い値まで測定しま

in.[0.25 mm].

す。

A1.2.5 For each unit, determine the minimum web area

A1.2.5 ユニットごとに、次のいずれかの方法を使用して最小

using one of the following methods:

Web 面積を決定します。

A1.2.5.1 For units with rectangular webs, measure theA1.2.5.1 長方形のウェブを備えたユニットの場合、各ウェブ

web height (th) at the minimum height of each web toの最も低い位置でウェブ高さ（th）を 0.1 インチ[2.5mm]に最the nearest 0.1 in. [2.5 mm]. For each unit, calculate

も近い値まで測定します。各ユニットについて、0.75 インチ

the minimum web area for each web (Aw) by[19mm]かそれ以上のウェブ厚さが測定されたものについmultiplying the minimum web thickness (tw) andて、測定されたウェブの最小ウェブ厚さ（tw）と最小ウェブ高さ

minimum

web（th）を掛けて、各ウェブの最小ウェブ面積（Aw ）を計算しま

dimensions of 0.75 in. [19 mm] or greater. For each

す。各ユニットについて、各ウェブのウェブ面積（Aw）を合計しunit, calculate the total minimum web area (Awt) byて、合計最小ウェブ面積（Awt）を計算します。

webheight(th)formeasured158

summing the web area (Aw) of each web.
A1.2.5.2 For units with webs that are not rectangular,

A1.2.5.2 長方形ではないウェブを備えたユニットの場合、disregard portions of the web that have a thickness of

0.75 インチ[19mm]未満の厚さのウェブの部分は無視してく

lessnecessary

ださい。ウェブ形状に基づいて、最小面積で各ウェブのウェ

measurements to determine the web area of each web

ブ面積を決定するために必要な測定を行います（注 A1.2 をat the minimum area based on the configuration of the参照）。各ユニットについて、各ウェブのウェブ面積（Aw）を合web (see Note A1.2). For each unit, calculate the total

計して、合計最小ウェブ面積（Awt）を計算します。

than

0.75

in.

[19

mm].

Make

minimum web area (Awt) by summing the web area
(Aw) of each web.
幅（上面と下面の中で測定）高さ（この面と反対面の中央で測定）長さ（この面と反対面の中央で
測定）
FIG.

A1.1

DiagramShowing

Locationof

図 A1.1 コンクリート組積ユニット 4 の測定位置を示す図Measurements for CMU4NOTE A1.1—Webs with minimum heights over their

注 A1.1－全長にわたって最小の高さ、または全長にわたっ

entire length or thickness over their entire height ofて 0.75 インチ[19 mm]未満の厚さのウェブは、通常、ユニッless than 0.75 in. [19 mm] do not typically contribute to

トの構造的安定性に寄与しません。そのようなウェブは、最小

the unit’s structural stability. Such webs should not be

ウェブ面積の計算に含まれるべきではありません。ウェブの厚included in the minimum web area calculation. When

さが 0.75 インチ[19mm]未満の部分がある場合、ウェブの面

a web has a portion that is less than 0.75 in. [19 mm]

積は、ウェブの厚さが 0.75 インチ[19mm]より大きい部分のin thickness, the web area should be determined based

みに基づいて決定する必要があります。図 A1.2 および図

only on the portions of the web that are larger than 0.75

A1.3 を参照してください。

in. [19 mm] in thickness. See Fig. A1.2 and Fig. A1.3.
NOTE A1.2—It can be difficult on some units to access

注 A1.2－一部のユニットでは、最小の Web 面積にアクセス

the minimum web area. If necessary, the unit can be

するのが難しい場合があります。必要に応じて、測定を容易

saw-cut along the length at the minimum web area toにするために、ユニットを最小ウェブ面積で長さに沿って鋸で

facilitate measurements. Fig. A1.3 shows an example

切断することができます。図 A1.3 は、非長方形のウェブの例

of a non-rectangular web, where the upper portionを示しています。上部は厚さが 0.75 インチ[19 mm]未満であwould be discarded from the measurement because it

るため測定から除外され、下部は厚さが 0.75 インチ[19mm]

is less than 0.75 in. [19 mm] in thickness, and the lowerより大きいため、ウェブ面積の測定に使用されます。

portion would be used to determine web area because
it is greater than 0.75 in. [19 mm] in thickness.

159

NOTE 1—If tw is less than 0.75 in. [19 mm] over the

注 1-ウェブの高さ全体で tw が 0.75 インチ[19mm]未満の場

entire height of the web, disregard entire area of that合、最小ウェブ面積を決定するときは、そのウェブの全面積を

web when determining minimum web area.

無視してください。

FIG. A1.2 Example of Web with Irregular Cross-

図 A1.2 断面が不規則な Web の例—平面図

section—Plan View
ウェブ上部
無視

A1.3 圧縮強度試験
注 1－Web 面積= tw * h

NOTE 1—Web Area = tw * h
FIG.

A1.3

Exampleofウェブ下部

Irregular

Web

Area

図 A1.3 不規則な Web 面積計算の例—断面図

Calculation—Section View
A1.3 Compressive Strength TestingA1.3 圧縮強度試験

A1.3.1 Test Specimens—Specimens shall be full-sizedA1.3.1 試験体－試験体の形状または試験機の要件のため

units unless full-size units cannot be tested due toにフルサイズのユニットをテストできない場合を除き、試験体

specimenmachineはフルサイズのユニットでなければなりません。必要に応じ

requirements. When necessary, modify specimens asて、A1.3.1.1 から A1.3.1.3 で必要に応じて試験体を変更しrequired in A1.3.1.1 through A1.3.1.3.

ます。

A1.3.1.1 Unsupported projections having a length

A1.3.1.1 突起の厚さよりも長い長さの支持されていない突起

greater than the thickness of the projection shall be

は、のこぎりで切ることによって取り除くものとします。ウェブがremoved by saw-cutting. For units with recessed webs,

凹んでいるユニットの場合、ウェブの上に突き出ているフェイ

the face shell projecting above the web shall be

スシェルを鋸で切断して、ユニットの正味断面全体に完全な

removed by saw-cutting to provide a full bearing

加圧面を供する必要があります。結果として得られるユニット

surface over the net cross section of the unit. Where theの高さが元のユニットの高さの 3 分の 1 を超えて減少する場

configurationor

testing160

resulting unit height would be reduced by more than合、ユニットは A1.3.1.3 に従ってクーポンで試験されるものとone-third of the original unit height, the unit shall be

します。

coupon tested in accordance with A1.3.1.3.
A1.3.1.2 When compression testing full-sized units that

A1.3.1.2 試験機のベアリングブロックとプラテンに対して大きare too large for the test machine’s bearing block and

すぎる、または試験機の耐荷重を超えるフルサイズのユニット

platens or are beyond the load capacity of the test

を圧縮試験する場合は、ユニットを切断して、試験機の能力

machine, saw-cut the units to properly size them toに適合するように適切なサイズにします。得られた試験体に

conform to the capabilities of the testing machine. The

は、フェイスシェルの突起や異状なウェブがなく、4 面のセル

resulting specimen shall have no face shell projections

で完全に囲まれている必要があります。切断された試験体のor irregular webs and shall be fully enclosed in a four-

圧縮強度は、ユニット全形の圧縮強度と見なされます。

sided cell or cells. The compressive strength of thesegment shall be considered to be the compressive
strength of the whole unit.
A1.3.1.3 When compression testing units of unusual

A1.3.1.3 A1.3.1.2 に準拠した適切な縮小サイズの通常の寸size and shape where a suitable reduced-size specimen

法や形状の試験体が得られない場合、（注 A1.3 および注

in accordance with A1.3.1.2 cannot be obtained, (seeA1.4 を参照）、試験体はフェイスシェルの突起を取り除くため

Note A1.3 and Note A1.4), the specimens shall be saw-に切断されなければならない。得られる試験体は、100％の

cut to remove any face shell projections. The resulting

加圧面を確保する 4 つの側面を含む 1 つまたは複数のセル

specimen shall be a cell or cells containing four sides

でなければなりません。切断しても四面ユニットが密閉されなthat will ensure a 100 % bearing surface. Where saw-

い場合、試験体は各ユニットのフェイスシェルから切り取った

cutting will not result in an enclosed four-sided unit,

クーポンでなければなりません。クーポンは、クーポンの高さ

the specimen shall be a coupon cut from a face shell ofの寸法がユニットの高さの寸法と同じ方向になるように、ユニ

each unit. The coupon shall be cut from the unit suchットから切り取られるものとします。クーポンの圧縮強度は、ユthat the coupon height dimension is in the same

ニット全体の正味面積の圧縮強度でなければなりません。ク

direction

ーポンのサイズは以下に準拠するものとします。

as

the

unit’sheightdimension.

The

compressive strength of the coupon shall be the net
area compressive strength of the whole unit. The
coupon size shall conform with the following:(1) Targeted coupon width shall be equal to the faceshell thickness and shall not be less than 0.75 in. [19（1） 目標クーポン幅は、フェイスシェルの厚さと等しく、0.75
インチ[19mm]以上でなければなりません。

mm].
(2) Targeted aspect ratio (height divided by width,（2）キャッピング前の目標アスペクト比（高さを幅で割った値、

Hs/Ws) of 2.0 before capping.

Hs / Ws）2.0。

(3) Targeted length to width ratio (Ls/Ws) of 4.0.

（3）対幅比（Ls / Ws）4.0 の目標長さ。

(4) Actual coupon dimensions shall not differ by more

（4）実際のクーポンの寸法は、目標の寸法から 0.12 インチ

than 0.12 in. [3 mm] from targeted dimensions.

[3mm]を超えてはならないものとします。

161

(5) Coupons shall be solid and not contain voids.

（5）クーポンは中実であり、ボイドを含まないものとします。

A1.3.1.4 If a coupon complying with to A1.3.1.3 is used

A1.3.1.4 A1.3.1.3 に準拠したクーポンを圧縮強度試験に使

for compressive strength testing, measure the coupons

用する場合は、A1.3.2 に従ってクーポンを測定してくださin accor-dance with A1.3.2.

い。

A1.3.2 Coupon Measurement—Coupon measurements

A1.3.2 クーポン測定-クーポン測定は、0.01 インチ[0.25

shall be performed to the nearest 0.01 in. [0.25 mm]mm]まで読み取り可能で正確な測定装置を使用して、0.01

using a measurement device readable and accurate toインチ[0.25mm]に最も近い値まで実行するものとします。測0.01 in. [0.25 mm]. Measurements shall be taken as

定は次のように行うものとします。

follows:
A1.3.2.1 Width—Measure and record the width of theA1.3.2.1 幅－中間の長さで上面と下面を横切るクーポンのcou-pon (Ws) across the top and bottom surfaces at

幅（Ws）を測定して記録します。記録された 2 つの値を平均

mid-length. Average the two recorded values to

して、クーポンの幅を決定します。

determine the width of the coupon.
A1.3.2.2 Height—Measure and record the height of theA1.3.2.2 高さ－各面の中間の長さでクーポンの高さ（Hs）を

coupon (Hs) at mid-length on each face. Average the

測定して記録します。記録された 2 つの値を平均して、クー

two recorded values to determine the height of the

ポンの高さを決定します。

coupon.
A1.3.2.3 Length—Measure and record the length of theA1.3.2.3 長さ－各面の中央の高さでクーポンの長さ（Ls）を

coupon (Ls) at mid-height of each face. Average the two

測定して記録します。記録された 2 つの値を平均して、クー

recorded values to determine the length of the coupon

ポンの長さを決定します

NOTE A1.3—Examples of units having unusual size or

注 A1.3－異常なサイズまたは形状のユニットの例には、ボン

shape include, but are not limited to, bond beam units,

ドビームユニット、オープンエンドユニット、およびピラスター

open end units, and pilaster units.

ユニットが含まれますが、これらに限定されません。

NOTE A1.4—A full-size unit should be tested if

注 A1.4－可能であれば、全形ユニットをテストする必要があ

feasible. If that is not feasible, then a reduced-size unit

ります。それが不可能な場合は、縮小サイズのユニットをテス

should be tested. If it is not feasible to test a full-size orトする必要があります。実物だまたは縮小サイズのユニットをreduced-size unit, then a coupon should be tested.

テストすることが不可能な場合は、クーポンをテストする必要があります。

A1.3.3 Testing—Cap and test specimens in accordanceA1.3.3 試験-7.3 および 7.4 に従って試験体にキャップと試with 7.3 and 7.4.

験を行います。

A1.4 Absorption TestingA1.4 吸収率試験

A1.4.1 Apparatus—Absorption testing apparatus shallA1.4.1 装置－吸収試験装置は 8.1 に準拠しなければならな

comply with 8.1.

い。

A1.4.2 Test Specimens—Specimens shall be full-size orA1.4.2 試験体－試験体は、A1.4.2.1 で変更された場合を除

reduced-size specimens in accordance with 8.2 except

き、8.2 に準拠した全形または縮小サイズの試験体でなけれ

as modified in A1.4.2.1.

ばならない。

162

A1.4.2.1 Tests shall be performed on full-size units

A1.4.2.1 9.2 に準拠した含水率、または A1.5.3 に準拠した

when test results are to be used to determine moisture

等価厚さを測定した全形のユニットで試験を実施するものとし

content in accordance with 9.2 or equivalent thicknessます。

in accordance with A1.5.3.
A1.4.3

Testing—Perform

absorption

tests

in

A1.4.3 試験－8.3 に従って吸収率試験を実施します。

accordance with 8.3.
A1.5 Calculations

A1.5 計算

A1.5.1 Calculate absorption, moisture content, density,

A1.5.1 9 節に従って、吸収、含水率、密度、平均正味面

average net area, and net area compressive strength in

積、および正味面積の圧縮強度を計算します。

accordance with Section 9.
theA1.5.2 正規化された Web 面積－次のように、最小 Web 面

normalized web area (Awn) of each unit by dividing the

積の合計（Awt）をユニットの公称の長さと高さで割って、各ユ

total minimum web area (Awt) by the nominal length

ニットの正規化された Web 面積（Awn）を計算します。

A1.5.2

Normalized

Web

Area—Calculate

and height of the unit as follows:
Awt

Awt
Awn(in.2 ⁄ft2)=

×144(A1.1)

Awn(in.2 ⁄ft2)=(Ln ×Hn)

×144(A1.1)(Ln ×Hn)

where:

ただし：

Awn = normalized web area, in.2/ft2 [mm2/m2],

Awn =正規化されたウェブ面積、in.2 / ft2 [mm2 / m2]、

Awt = total minimum web area, in.2 [mm2] (seeAwt =総最小ウェブ面積、in.2 [mm2]（A1.2.5 を参照）、

A1.2.5), Ln = nominal length of unit, in. [mm], and

Ln =ユニットの公称長さ、in. [mm]、およびHn = nominal height of unit, in. [mm].

Hn =ユニットの公称高さ、in. [mm]NOTE A1.5—Minimum web area does not apply to the

注 A1.5－最小ウェブ面積は、グラウトで満たされるユニットのportion of the unit to be filled with grout. The portion

部分には適用されません。グラウトで満たされるユニットの部

of the unit to be filled with grout should be deducted

分は、正規化されたウェブ面積の計算から差し引かれるべきfrom the calculation of the normalized web area.

です。

A1.5.3 Equivalent Thickness—Equivalent thickness

A1.5.3 等価厚さ－コンクリート組積ユニットの等価厚さは、ユfor concrete masonry is defined as the average

ニット内の固体部分の平均厚さとして定義され、次のように計

thickness of solid material in the unit and is calculated

算されます。

as follows:
Te, in. =(Vn / (L×H)) × 1728

(A1.2)Te, in. =(Vn / (L×H)) × 1728

(A1.2)[Te ,mm=(Vn /(L×H) ][Te ,mm=(Vn /(L×H) ]where:

ただし：

Te = equivalent thickness, in. [mm],Te =等価厚さ、インチ[mm]、Vn = average net volume of full-size units, ft3 [mm3] (seeVn =全形ユニットの平均正味体積、ft3 [mm3]（9.5 を参照）

9.5),

163

L = average length of full-size units, in. [mm] (seeL =全形ユニットの平均長さ、インチ[mm]（A1.2.1 を参照）、

A1.2.1),andそして

H = average height of full-size units, in. [mm] (seeH =全形ユニットの平均高さ（インチ[mm]）（A1.2.1 を参照）。

A1.2.1).
A1.5.3.1 Equivalent thickness shall only be calculated

A1.5.3.1 等価厚さは、全形のコンクリート組積ユニットについand reported for full-size concrete masonry units.

てのみ計算および報告されるものとします。

A1.5.4 Percent Solid—Calculate the percent solid as

A1.5.4 個体分パーセント－個体分パーセントを次のように計

fol-lows:

算します。

Inch-pound units:

インチポンド単位：(Vn × 1728)

Percent solid, (%)=

(Vn × 1728)(A1.3)×100

固体部分, (%)=

(L ×W ×H)

(A1.3)

×100(L ×W ×H)

SI 単位：SI units:(Vn × 1000)
Percent solid, (%)=

(Vn × 1000)(A1.4)×100

固体部分, (%)=

(L ×W ×H)

×100

(A1.4)(L ×W ×H)

where:

ただし：

Vn = net volume of specimen, ft3 [cm3]Vn =試験体の正味体積、ft3 [cm3]（9.5 を参照）、(see 9.5),(see A1.2.1),

L =試験体の平均長さ、インチ[mm]（A1.2.1 を参照）、

W=average width of specimen, in. [mm] (see A1.2.1),

W =試験体の平均幅、インチ[mm]（A1.2.1 を参照）、

and

および

H = average height of specimen, in. [mm] (see A1.2.1).

H =試験体の平均高さ、インチ[mm]（A1.2.1 を参照）。

NOTE

the

注 A1.6－この計算は、ユニットの総体積に占めるコンクリート

percentage of concrete in the gross volume of the unit.

の割合を決定します。これは有用な参照値ですが、ユニット

It is a useful reference value, but it is not a requirement

仕様の要件ではありません。この値は、C90 および C129 のof unit specifications. This value is not comparable to

中実ユニットの定義とは比較できません。これは、同じ平面の

the definition of a solid unit in C90 and C129, which

総断面積に対する、加圧表面に平行なすべての平面の正味

refers to the net cross-sectional area of every plane

断面積を指します。

L =average length of specimen, in. [mm]A1.6—This

calculation

determines

parallel to the bearing surface relative to the gross
cross-sectional area of the same plane.
A1.5.5 Maximum Variation from Specified Dimensions:A1.5.5 指定寸法からの最大変動：

A1.5.5.1 Determine the variation from each specified

A1.5.5.1 各試験体の平均幅、高さ、長さを計算し、各平均をdimension by calculating the average width, height,

それぞれの指定寸法と比較することにより、指定された各寸

and length of each specimen and comparing each

法からの変動を決定します。結果として、各ユニットで 3 つのaverage to the respective specified dimension, resulting

変動結果、ユニットのセットで 9 つの結果が得られます。 9 つin three variation results for each unit and nine resultsの値の最大値を特定して、セットの最大変動を決定します。

for a set of units. Determine the maximum variation

164

for the set by identifying the maximum of the ninevalues.
A1.5.5.2 Specified dimensions shall be obtained from

A1.5.5.2 指定寸法は、ユニットの製造元から入手する必要がthe unit manufacturer.

あります。

A1.6 Report

A1.6 報告

A1.6.1 Test reports shall include all of the information

A1.6.1 試験報告には、10.2 節、10.3 節、および以下のすべ

in Sections 10.2, 10.3, and the following:ての情報を含めるものとします。

A1.6.1.1 The minimum face shell thickness to theA1.6.1.1 試験体ごとに、および試験した 3 つの試験体の平nearest 0.01 in. [0.25 mm] separately for each specimen

均として、0.01 インチ[0.25mm]に最も近い最小フェイスシェ

and as the average for the three specimens tested.

ル厚さ。

A1.6.1.2 The minimum web thickness to the nearest

A1.6.1.2 試験体ごとに、および試験した 3 つの試験体の平0.01 in.[0.25 mm] separately for each specimen and as

均として、0.01 インチ[0.25mm]に最も近い最小ウェブ厚さ。

the average for the three specimens tested.
A1.6.1.3 The normalized web area to the nearest 0.1

A1.6.1.3 試験した 3 つの試験体の平均として 0.1in.2 / ft2

in.2/ft2 [500 mm2/m2] as the average for the three[500 mm2 / m2]に最も近い正規化された Web 面積。

specimens tested.
A1.6.1.4 The equivalent thickness to the nearest 0.1 in.

A1.6.1.4 試験した 3 つの試験体の平均として 0.1 インチ[2.5 mm] as the average for the three specimens tested.

[2.5mm]に最も近い等価厚さ。

A1.6.1.5 The percent solid results to the nearest

A1.6.1.5 個体分パーセントは、各試験体について個別に、ま0.1 %separately for each specimen and as the average

た試験した 3 つの試験体の平均として 0.1％に最も近い結for the three specimens tested.

果。

A1.6.1.6 Maximum variation from specified dimensions

A1.6.1.6 試験された一連の試験体について、指定寸法から

to the nearest 0.1 in. [2.5 mm] for the set of specimens

最も近い 0.1 インチ[2.5mm]までの最大変動。

tested.
A1.6.1.7 The gross area to the nearest 0.1 in.2 [50 mm2]

A1.6.1.7 各試験体について個別に、および試験した 3 つのseparately for each specimen and as the average for the

試験体の平均として、0.1 in.2 [50mm2]に最も近い総面積。

three specimens tested.
A1.6.1.8 The gross area compressive strength to theA1.6.1.8 総断面圧縮強度は、10 psi [0.1 MPa]に最も近い

nearest 10 psi [0.1 MPa] separately for each specimen

値まで、各試験体について個別に、および試験した 3 つの試

and as the average for the three specimens tested.

験体の平均。

A1.6.1.9 The net volume to the nearest 0.01 ft3 [250A1.6.1.9 各試験体について個別に、および試験した 3 つのcm3] separately for each specimen and as the average

試験体の平均として、0.01 ft3 [250cm3]に最も近い正味体

for the three specimens tested.

積。

A2. TEST PROCEDURES FOR CONCRETE AND

A2. コンクリートおよびケイ酸カルシウムれんがの試験手順

CALCIUM SILICATE BRICK

165

A3.

TEST

PROCEDURESFORSEGMENTALFOR

CONCRETE

A3. セグメント擁壁ユニットのテスト手順

RETAINING WALL UNITS
A4.

TEST

PROCEDURES

A4. コンクリートインターロッキング舗装ユニットの試験手順

INTERLOCKING PAVING UNITS
A5. TEST PROCEDURES FOR CONCRETE GRID

A5. コンクリートグリッド舗装ユニットの試験手順

PAVING UNITS
A6. TEST PROCEDURES FOR CONCRETE ROOF

A6. コンクリート屋根舗装の試験手順

PAVERS
A7.

TESTPROCEDURES

FOR

DRY

CAST

ARTICULATING CONCRETE BLOCK

A8.

TEST

PROCEDURES

FOR

A7. ドライキャストアーティキュレートコンクリートブロックの試
験手順

SEGMENTAL

A8. セグメントコンクリート舗装スラブの試験手順

CONCRETE PAVING SLABSAPPENDIXES

付録(Nonmandatory Information)（必須情報）

X1.

WORKSHEET

AND

TEST

REPORT

FOR

X1. コンクリート組積造ユニットの作業表と試験報告

CONCRETE MASONRY UNITS

X2.

TEST

REPORTFOR

CONCRETE

INTERLOCKING PAVING UNITS

166

X2. コンクリートインターロッキング舗装ユニットの試験報告

参考資料４
Designation: C426 − 16Standard Test Method for
Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units1

C426 − 16 コンクリート組積ユニットの線形乾燥収縮の標準試験方法 1
This standard is issued under the fixed designation C426; the number immediately
following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision,
the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval.
A superscript epsilon (ε) indicates an editorial change since the last revision orreapproval.
This standard has been approved for use by agencies of the U.S. Department of Defense.
この規格は、固定名称 C426 で発行されています。名称直後の数字は、最初に採用された年、または改訂の場合は最後に改訂された年を示します。括弧内の数字は、最後に再承認された年を示します。上付きイプシロン（ε）は、最後の改訂または再承認以降の編集上の変更を示します。
この規格は、米国国防総省の機関による使用が承認されています。
1.範囲*

1. Scope*
1.1 This test method covers a routine standardized

1.1 この試験方法は、指定された促進乾燥条件下でのコン

procedure for determining the linear drying shrinkage

クリート組積ユニットまたは関連するコンクリートユニットの線

of concrete masonry units or related concrete units

形乾燥収縮を決定するための決まった標準化された手順をunder specified accelerated drying conditions.

含んでいます。

1.2 The text of this test method references notes and1.2 この試験方法の本文は、説明資料を提供する参照注

footnotes that provide explanatory material. These

記および脚注。これらの注記および脚注（表および図にある

notes and footnotes (excluding those in tables andものを除く）は、規格の要件とは見なされないものとします。
1.3 インチポンド単位で記載されている値は、規格と見なさ

figures) shall not be considered as requirements of thestandard.

れます。括弧内の値は、情報提供のみを目的として提供さ

1.3 The values stated in inch-pound units are to be

れ、規格とは見なされない SI 単位への数学的な変換です。

regarded as standard. The values given in parentheses
are mathematical conversions to SI units that areprovided for information only and are not considered
standard.
1.4 This standard does not purport to address all of

1.4 この規格は、その使用に関連するすべての安全上のthe safety concerns, if any, associated with its use. It is

懸念に対処することを意図していません。この規格の使用者

167

the responsibility of the user of this standard toは、適切な安全衛生慣行を確立し、使用前に規制制限の適

establish appropriate safety and health practices and用可能性を判断する責任があります。

determine the applicability of regulatory limitations
prior to use.

2.参照ドキュメント

2. Referenced Documents

2.1 ASTM 規格：22.1 ASTM Standards:2
C490

Practice

for

Use

of

Apparatusfor

C490 硬化セメントペースト、モルタル、コンクリートの長さ

theDetermination of Length Change of Hardened Cement

変化を測定するための装置の使用に関する慣行

Paste, Mortar, and Concrete
C1093 メーソンリーに関する試験機関の認定に関する慣C1093 Practice for Accreditation of Testing Agencies
for Masonry

行

C1232 Terminology of Masonry

C1232 組積の用語

2.2 ANSI Standard:

2.2 ANSI 規格：

B94.11M—1993 Twist Drills3

B94.11M-1993 ツイストドリル 3

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM

1 こ の試 験 方法 は、 製 造さ れた 組積 ユ ニッ ト に 関する

Committee C15 on Manufactured Masonry Units and

ASTM 委員会 C15 の管轄下にあり、コンクリート組積ユニッ

is the direct responsibility of Subcommittee C15.03 on

トおよび関連ユニットに関する小委員会 C15.03 の直轄でConcrete Masonry Units and Related Units.

す。

Current edition approved June 1, 2016. Published現在の版は 2016 年 6 月 1 日に承認され、2016 年 7 月

July 2016. Originally approved in 1958. Last previousに公開されました。最初の承認は 1958 年です。旧版は 2015

edition approved in 2015 as C426 – 15ɛ1. DOI:

年に C426–15ɛ1 として承認されました。 DOI：10.1520 /10.1520/C0426-16.

C0426-16。

2 For referenced ASTM standards, visit the ASTM

2 参照されている ASTM 規格については、ASTM Web サ

website, www.astm.org, or contact ASTM Customer

イト（www.astm.org）にアクセスするか、ASTM カスタマーサ

Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM

ー ビ ス （ service@astm.org ） に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

Standards volume information, refer to the standard’s

ASTM 規格の年次ブックのボリューム情報については、Document Summary page on the ASTM website.

ASTM Web サイトの規格のドキュメントの概要ページを参照
してください。

3 Available from American National Standards

3 American National Standards Institute（ANSI）、25

Institute (ANSI), 25 W. 43rd St., 4th Floor, New York,W. 43rd St.、4th Floor、New York、NY 10036、http：NY 10036, http://www.ansi.org.

//www.ansi.org から入手できます。

3. Terminology

3.用語
3.1 用語 C1232 で定義されている用語は、この試験方法

3.1 Terminology defined in Terminology C1232 shallapply for this test method.

に適用されるものとします。

168

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2 この規格に固有の用語の定義：

3.2.1 linear drying shrinkage, n—in this test method,

3.2.1 線形乾燥収縮 n－この試験方法では、試験体の線

the change in linear dimension of the test specimen due

形寸法の変化は、指定された促進乾燥条件下で平衡重量おto drying from a saturated condition to an equilibrium

よび長さになるまでの飽和状態から乾燥に起因するものであweight and length under specified accelerated drying

る。

conditions.

4.重要性と使用

4. Significance and Use
4.1 This test method is intended to evaluate the

4.1 この試験方法は、特定のユニットの乾燥収縮特性を評

drying shrinkage characteristics of a given unit. The

価することを目的としています。この実験室での方法の結果

results of this laboratory method are considered in

は、コンクリート組積造の亀裂制御規定を決定する際に考慮

determining

されます。

concretemasonry

crack

control

provisions.

注 1－この試験を実施する試験所は、慣行 C1093 に従って

NOTE 1—The testing laboratory performing this test

評価される必要があります。

method should be evaluated in accordance with
Practice C1093.

5.装置

5. Apparatus
5.1 Strain Gauge—The instruments for measuring

5.1 ひずみゲージ－線形乾燥収縮を測定するための機器

linear drying shrinkage shall be so designed as toは、5.1.1 から 5.1.5 に記載されている条件を許容または提供

permit or provide the conditions described in 5.1.1

するように設計されているものとします。

through 5.1.5.

注 2－ひずみゲージは、さまざまなゲージ長で入手できまNOTE 2—Strain gauges may be obtained with various

す。 10 インチ （254 mm）ゲージ長は、通常のコンクリート組

gauge lengths. The 10-in. (254-mm) gauge length is

積ユニットでの使用をお勧めしますが、特定のサイズの製品

recommended for use with regular concrete masonry

では他の長さが必要になる場合があります。収縮試験体の長

units, however, particular sizes of products may

さは、6 インチ（152.4 mm）の最小ゲージ長（ゲージプラグ間

require other lengths. The length of the shrinkageの距離）に必要な長さ以上でなければなりません。

specimen shall not be less than required for a minimum
gauge length (distance between gauge plugs) of 6 in.
(152.4 mm).
5.1.1 再現性のある長さの測定を保証する、試験体との確5.1.1 A means of positive contact with the specimenthat will ensure reproducible measurements of length.

実な接着手段。

5.1.2 Means for precise measurement, consisting of a

5.1.2 そして 0.0010 インチ（0.025 mm）の範囲で 0.0001

dial micrometer or other measuring device graduatedインチ（0.0025 mm）以内の精度、任意の 0.0100 インチ

to read in 0.0001-in. (0.0025-mm) units, and accurate（0.254 mm）の範囲で 0.0002 インチ（0.0050 mm）以内のwithin 0.0001 in.(0.0025 mm) in any 0.0010-in. (0.025-

精度で、0.0001 インチ（0.0025 mm）単位で読み取るように

169mm) range, and within 0.0002 in. (0.0050-mm) in any

目盛りが付けられたダイヤルマイクロメータ、またはその他の0.0100-in. (0.254-mm) range.

測定デバイスで構成される正確な測定のための手段。
5.1.3 ゲージ長の小さな変動を許容するのに十分な範囲。

5.1.3 Sufficient range to allow for small variations in
the gauge lengths.
NOTE 3—If the shrinkage reference points are set

注 3－収縮基準点が注意深く配置されている場合、移動量

carefully to position, a dial micrometer with a travel ofが 0.2 または 0.3 インチ（5.1 または 7.6 mm）のダイヤルマイ

0.2 or 0.3 in. (5.1 or 7.6 mm) provides ample range inクロメータは、機器に十分な範囲を提供します。

the instrument.
5.1.4 Means for checking the strain gauge at regular

5.1.4 標準の基準バーに対して一定の間隔でひずみゲー

intervals against a standard reference bar. The

ジをチェックするための手段。標準参照バーは、ひずみゲー

standard reference bar shall be protected from air

ジをチェックする場合を除いて、閉じておく必要のある木製の

currents by placing it inside a wooden box which

箱の中に置くことにより、気流から保護する必要があります。

should be closed except when the strain gauge is being

注 4－標準の参照バーは、機器の製造元から提供されるもの

checked against it.

とします。普通鋼の標準棒で十分ですが、温度変化による長NOTE 4—A standard reference bar shall be furnished

さの変動を補正する必要があります。より一定のデータムがby the manufacturer of the instrument. A standard bar

必要な場合は、熱膨張係数が低いため、インバーが適していof ordinary steel is satisfactory, but corrections must be

ます。

made for variations in its length due to temperaturechanges. When a more nearly constant datum isdesired, Invar is preferable because of its low
coefficient of thermal expansion.
5.1.5

Convenient

and

rapid

measurement

5.1.5 検体の便利で迅速な測定。

ofspecimens.
measure5.2 コンパレータ－試験体を端から端まで測定することがspecimens end to end, a comparator conforming to the

望ましい場合は、線形乾燥収縮を測定するためのひずみゲ

requirements of Practice C490 may be used as an

ージの代わりに、プラクティス C490 の要件に準拠したコンパ

alternative to the strain gauge for measuring linear

レータを使用できます。

5.2

Comparator—Whendesirable

todrying shrinkage.
5.3 Gauge Plugs—The gauge plugs shall be made5.3 ゲージプラグ－ゲージプラグは、耐食性のある金属製

from metal that is resistant to corrosion. Plugs for use

でなければなりません。ひずみゲージで使用するプラグは、

with strain gauges shall be 3⁄8 to 1⁄2 in. (9.5 to 12.7 mm)

直径 3⁄8〜1⁄2 インチ（9.5〜12.7 mm）、厚さ 1⁄2 ± 1⁄8（12.7

in diameter and 1⁄2 ± 1⁄8 (12.7 ± 3.2 mm) in thickness.

± 3.2 mm）でなければなりません。コンパレータで使用する

Plugs for use with the comparator shall consist of 1⁄4-

プラグは、1/4 インチで構成する必要があります。慣習 C490

in. (6.4-mm) diameter stainless steel gauge studsに示されている直径（6.4 mm）のステンレス鋼ゲージスタッshown in Practice C490.

ド。

5.4 Drying Oven—The oven shall be reasonably

170

5.4 乾燥オーブン－オーブンは適度に気密であり、5.4.1

airtight and provide the features described in 5.4.1から 5.4.4 に記載されている機能を備えているものとします。

through 5.4.4.

注 5－推奨されるオーブン構造の 1 つを図 1 に示します。

NOTE 5—One suggested oven construction is shown in
Fig. 1.
5.4.1 3 つの試験体全体の最小保管容量、および各試験

5.4.1 A minimum storage capacity of three whole test
specimens and a clearance of 1 in. (25.4 mm) on all

体のすべての側面に 1 インチ（25.4 mm）のクリアランス。

sides of each test specimen.
5.4.2 電気熱源によって達成される断熱キャビネット全体で5.4.2 A constant, uniform temperature of 122 ± 2°F(50 ± 0.9°C) throughout the insulated cabinet attained

122±2°F（50 ±0.9°C）の一定の均一な温度（注 6）。

by means of an electrical heat source (Note 6).

NOTE 1—Provide access to heaters.

注 1－ヒーターへのアクセスを提供します。

NOTE 2—Insulating fill is recommended in cabinets having outer covers

注 2－板金の外側カバーがあるキャビネットでは、絶縁充填をお勧めしますof sheet metal

注 3－次の資料が必要です。

NOTE 3—The following materials are required:
Description

説明5-in. (127-mm) fan assembly, as shown

5 インチ（127 mm）ファンアセンブリ（図を参照）

1⁄30-hp (25-W) shaded-pole, fan-cooled, stud-mounted electric motor

1⁄30 hp（25 W）隈取磁極、冷却ファン、スタッド取り付け電気モーター

1-in. (25.4-mm) angle, steel or aluminum

1 インチ（25.4 mm）アングル、スチールまたはアルミニウム

Outer cover, 1⁄2-in. (12.7-mm) plywood or equivalent, faced with sheet

外側のカバー、確実な防湿層を提供する板金またはその他の材料で仕上げられ

metal or other material to provide a positive vapor barrier

た 1/2 インチ（12.7 mm）合板または同等品

Inner cover, 3⁄8-in. (9.5-mm) asbestos board or equivalent

内側のカバー、3⁄8 インチ（9.5mm）のアスベストボードまたは同等品

1 Heat baffle, 25 by 34-in. (635 by 864-mm), sheet metal

1 ヒートバッフル、25 x34 インチ（635 x 864 mm）、板金

1⁄2-in. iron pipe

1⁄2 インチ鉄パイプ

100-W porcelain light fixtures

100W 磁器ランプ

500-W thermostat

500W サーモスタット

24 × 30 × 11⁄2-in. (610 × 762 × 38-mm) tray, borosilicate glass or

24×30×11⁄2 インチ（610×762×38 mm）トレイ、ホウケイ酸ガラスまたは同等品

equivalent

8 インチ（203 mm）ヒンジと掛け金

8-in. (203-mm) hinges and hasp

図 1 コンクリートブロックの乾燥収縮を測定するのに適した

FIG. 1 Drying Oven Suitable for Determining Drying

乾燥オーブン

Shrinkage of Concrete Block

NOTE 6—Direct heating of test specimens with the
combustion products of gas or other carbonaceous fuels

注 6－ガスまたは他の炭素質燃料の燃焼生成物による試験
体の直接加熱は、二酸化炭素および水の存在、ならびにポ

is not satisfactory due to the presence of carbon dioxide

171

and water and their possible effect on the drying

ルトランドセメント製品の乾燥特性に対するそれらの考えられ

characteristics of portland cement products.

る影響のために満足のいくものではありません。
5.4.3 相対湿度 17±2％の平衡状態まで試験体を乾燥させ5.4.3 A means of drying specimens to a condition ofequilibrium with a relative humidity of 17±2% (Note 7).

る手段（注 7）。

5.4.3.1 Calcium chloride (CaCl2), if used for this

5.4.3.1 塩化カルシウム（CaCl2）は、この目的で使用される

purpose, shall be in flake form. Suitable dishes or trays

場合、フレーク状でなければなりません。オーブン容量の立

shall be provided to give an exposed solution area of

方フィート（m3 に対して 5800 cm2）に対して 25 in.2 以上の露

not less than 25 in.2 for each cubic foot (5800 cm2 for

出溶液面積を与えるために、適切な皿またはトレイを用意すeach m3) of oven volume. Dishes or trays shall contain

る必要があります。皿またはトレイには、試験期間を通して結sufficient solid calcium chloride so that the crystals will

晶が溶液の表面より上に露出するように、十分な固体塩化カ

be exposed above the surface of the solution throughout

ルシウムが含まれている必要があります。塩化カルシウム溶

the test. The calcium chloride solution shall be

液は、塊の形成と外皮の形成を防ぐために、24 時間ごとに、

thoroughly stirred every 24 h, and more often if

そして必要に応じてより頻繁に、完全に攪拌されなければな

necessary, to prevent the formation of lumps andらない。

crusting over.
NOTE 7—The air immediately above a saturated

注 7－122°F（50°C）での塩化カルシウム（CaCl2）の飽和溶

solution of calcium chloride (CaCl2) at 122°F (50°C) is

液のすぐ上の空気は約 17％です。

approximately 17 %.
5.4.4 オーブン内、すべての試験体および乾燥剤の周囲

5.4.4 Moderate circulation of air within the oven,
over and around all test specimens and the dryingの空気の適度な循環。
5.5 冷却チャンバー—最低 3 つの試験体全体を 73.4 ±agent.
5.5 Cooling Chamber—An airtight enclosure of
sufficient capacity for cooling a minimum of three

2°F（23 ±1.1°C）の温度に冷却するのに十分な容量の気密エンクロージャー。

whole specimens to a temperature of 73.4±2°F(23±1.1°C).
5.6 浸漬タンク— 73.4 ± 2°F（23 ± 1.1°C）に維持された水5.6 Immersion Tank—A suitable container forcompletely immersing three whole test specimens inに 3 つの試験体全体を完全に浸漬するのに適した容器。
5.7 天びんまたははかり—天びんは、試験した最小の試験

water maintained at 73.4 ± 2°F (23 ± 1.1°C).
5.7 Balance or Scale—The balance shall be sensitive

片の重量の 0.1％以内の感度でなければなりません。

to within 0.1 % of the weight of the smallest specimen
tested.

6.試験体

6. Test Specimens
6.1 General:

6.1 一般：6.1.1 Specimens shall comply with the requirements

6.1.1 試験体は、6.1.2 から 6.1.5 の要件、および 6.2 またof 6.1.2 through 6.1.5 and the applicable requirements

は 6.3 の試験体のタイプに適用される要件に準拠するものと172

for the type of specimen in 6.2 or 6.3.

します。

6.1.2 A minimum of three specimens shall be tested.

6.1.2 最低 3 つの試験体を試験しなければならない。

6.1.3 Test specimens shall be representative of the lot

6.1.3 試験体は、それらが選択されたロットを代表するもの

from which they are selected. Specimens shall be free

でなければならない。試験体には、目に見える亀裂やその他

of visible cracks or other structural defects, and shallの構造上の欠陥があってはならず、外部の熱源にさらされて

not be exposed to external heat sources.

はなりません。

6.1.4 Specimens shall have a minimum height of 3 in.

6.1.4 試験体は、最小高さが 3 インチ（76.2 mm）、最小厚(76.2 mm), and a minimum thickness of at least 0.75

さが少なくとも 0.75 インチ（19 mm）でなければならない。試in. (19 mm). The length of specimens shall conform to験体の長さは 6.1.4.1 または 6.1.4.2 に適合しなければなら

6.1.4.1 or 6.1.4.2.

ない。

6.1.4.1 For full size units with a length of at least 12

6.1.4.1 長さが 12 インチ（304.8 mm）以上のフルサイズのin.(304.8 mm), use a test specimen with a minimum

ユニットの場合、最小長が 12 インチ（304.8 mm）でゲージ長

length of 12 in. (304.8 mm) and a gauge length of 10 in.

が 10 インチ（254 mm）の試験体を使用します。

(254 mm).

FIG. 2 View of Sawed Block Showing a Suggested

図 2 提案されたカット順序とハーフフェイスシェル試験体のSequence of Cuts and Location of Half-Face Shell

位置を示す切断ブロックのビュー

Specimens

6.1.4.2 For full size units with a length of less than

6.1.4.2 長さが 12 インチ（304.8 mm）未満のフルサイズのユ

12 in.(304.8 mm), do one of the following: (1) use a test

ニットの場合は、次のいずれかを実施します。（1）最小長がspecimen with a minimum length of 7.5 in. (190.5 mm)

7.5 インチ（190.5 mm）でゲージ長 6 インチ（152.4 mm）の

and a gauge length of 6 in. (152.4 mm), or (2) butt two

試験体の使用、または（2）ほぼ同じ厚さの 2 つの試験片を突

test specimens of approximately the same thickness

き合わせ、エポキシ樹脂セメントで接合してユニット間に薄い

together and join with an epoxy resin cement to form

接合部を形成し、ゲージ長 10 インチ（254 mm）を使用しまa thin joint between units, and use a gauge length of 10

す。（注 8 を参照）。

in. (254 mm). (See Note 8.)
NOTE 8—In tests of short units such as concrete brick

注 8－この方法によるコンクリートレンガなどの短いユニットのby this method, use of a 10-in. (254-mm) Whittemore

試験では、10 インチ（254 mm）のホイットモアひずみゲージ

173

strain gauge is reported to be feasible when two unitsの使用は、2 つのユニットを突き合わせ、エポキシ樹脂セメン

are butted together and joined using an epoxy resin

トを使用して接合し、ユニット間に薄い接合部を形成すると実

cement to form a thin joint between the units. The

現可能であると報告されています。ユニットの隣接する端は、

abutting ends of the units should be ground to ensure

密接な接触と薄いジョイントを確保するために研磨する必要

intimate contact and a thin joint; these precautions areがあります。これらの予防措置は、実行可能な最も薄い継ぎ

necessary to ensure the thinnest joints practicable and目を確保し、それによって異常な収縮の兆候を回避するため

thereby avoid abnormal shrinkage indications. Someに必要です。一部のラボでは、充填されていないエポキシセ

laboratories have obtained satisfactory results using a

メントで接合された試験体に貼られた 10 インチのホイットモア

10-in. Whittemore strain gauge on specimens joined

ひずみゲージを使用して満足のいく結果が得られています。

with unfilled epoxy cements.
6.1.5 When specimens are saw-cut from larger units,

6.1.5 試験体を大きなユニットから鋸で切断する場合、鋸引

sawing shall be performed in an accurate, competent

きは正確で満足てきる方法で行われ、試験体への鋸の振動

manner, subjecting the specimen to as little saw

をできるだけ少なくします。適切な硬度のダイヤモンドソーブ

vibration as possible. Use a diamond saw blade of

レードを使用してください。切断後、試験を継続する前に、切proper hardness. Following cutting, residue from the断操作からの残留物を除去する必要があります（注 9 を参

cutting operation shall be removed prior to continuing照）。

testing (see Note 9).
NOTE 9—For specimens cut with a wet saw, rinsing

注 9－ウェットソーで切断された試験体の場合、切断残留物

with clean water is typically sufficient for removingを除去するには、通常、きれいな水ですすぐことで十分でcutting residue. For specimens cut with a dry saw,

す。乾式のこぎりで切断された試験体の場合、切断残留物をbrushing with a soft-bristle brush is typically sufficient

除去するには、通常、柔らかい毛のブラシでブラッシングする

for removing cutting residue.

だけで十分です。

6.2 Concrete Masonry Units:

6.2 コンクリート組積ユニット：

6.2.1 Specimens shall be full-size units or portions of

6.2.1 試験体は、全形ユニットまたは全形のユニットから鋸

face shells saw-cut from full size units.

で切り取ったフェイスシェルの一部でなければならない。

6.2.2 When specimens are portions of face shells, one

6.2.2 試験体がフェイスシェルの一部である場合、3 つのフ

specimen shall be removed from each of three full-size

ルサイズユニットのそれぞれから 1 つの試験体を切り出すもunits.

のとする。

6.3 Other Related Units:

6.3 その他の関連ユニット：

6.3.1 For test specimens of units other than concrete

6.3.1 コンクリート組積ユニット以外のユニットの試験体の場

masonry units, specimens shall be whole units,

合、試験体はユニット全体、より大きなユニットから鋸で切断さ

specimens saw-cut from larger units, or specimens

れた試験体、または試験用に特別に成形された試験体でな

molded specifically for testing.

ければならない。

6.3.2 For specimens molded specifically for testing,

6.3.2 試験用に特別に成形された試験体の場合、試験体

the procedures used for molding and curing specimensの成形および養生に使用される手順は代表的なものであり、shall be representative and consistent with the

試験体によって表される実際のユニットを製造するために使174procedure used to produce the actual units represented

用される手順と一致しているものとします。

by the specimens.
6.4 Methods of Attaching Gauge Plugs to Specimens—

6.4 ゲージプラグを試験体に取り付ける方法－次のいずれか

Attach gauge plugs to specimens using one of theの手順によりゲージプラグを試験体に取り付けます。

following procedures.
6.4.1 Gauge Plug Inserted into Specimen for Strain

6.4.1 ひずみゲージ用に試験体に挿入されたゲージプラグ—

Gauge—Place a pair of gauge plugs at or near, and

試験体の 2 つの反対側の面のそれぞれの中心線またはそのparallel to, the center line in each of two opposite faces

近くに平行に一対のゲージプラグを配置します。プラグの直of the specimen. Drill plug holes with a drill that is

径よりわずかに小さいサイズのドリルでプラグ穴を開けて、ぴslightly smaller in size than the plug diameter so as toったりとフィットするようにします（注 10）。穴の深さは、挿入さprovide a snug fit (Note 10). The depth of the holes

れるゲージプラグの露出面が試験体の表面から約 1⁄8 インチ

shall be such that the exposed surface of the inserted（2.5 mm）以下になるようにする必要があります。プラグをセ

gauge plug is approximately 1⁄8 in. (2.5 mm) below theットする前に、プラグの穴は乾いていてほこりがない状態でな

surface of the specimen. Prior to setting of the plug,ければなりません。接着剤（注 11）を穴に入れたら、ゲージプ

plug holes shall be dry and dust free. After the bonding

ラグを挿入し、付属のゲージバーを使用してプラグを適切なagent (Note 11) has been placed in the hole, insert the

ゲージ長に刺します。余分な接着剤を拭き取り、接着剤の製

gauge plug and prick punch the plug to proper gauge

造元の指示に従って残りを硬化させます。接着剤が硬化した

length with the gauge bar provided. Wipe off excessive

後、No.56〜60 ツイストドリル 4 でひずみゲージポイント用のbonding agent and allow the remainder to cure in

受け穴を開けます。

accordance with the bonding agent manufacturer’s
instructions. After the bonding agent is cured, drill
receiving holes for strain gauge points with a No. 56 to
60 twist drill.4
NOTE 10—A 5⁄16-in. (7.9-mm) diameter carbide-tipped

注 10－直径 5⁄16 インチ（7.9 mm）の超硬チップ付きメーソン

masonry drill has been found satisfactory for gauge

リー用ドリルは、直径 3⁄8 インチ（9.5 mm）のゲージプラグに

plugs 3⁄8 in. (9.5 mm) in diameter.

十分であることがわかっています。

NOTE 11—A number of bonding agents have been

注 11－ゲージプラグのはめ込みに十分な接着剤が多数報

reported satisfactory for setting gauge plugs. Tests to

告されています。接着剤の接着性に対する水中浸漬とそのdetermine

and

後の乾燥の影響を判断するための試験は、使用前に行う必

subsequent drying on the bonding agent’s adhesion

要があります。ドリルゲージプラグと表面装着プラグの両方に

should be made prior to use. Satisfactory results have

アルミニウムパテを使用すると、満足のいく結果が報告されてbeen reported with the use of aluminum putty for both

います。

the

effectofwater

immersion

drilled gauge plugs as well as surface-mounted plugs.
6.4.2 Gauge Plugs Surface Mounted to Specimen for

6.4.2 ひずみゲージ用の試験体に表面装着されたゲージ

Strain Gauge—Drill receiving holes in gauge plugs for

プラグ－ゲージプラグを取り付ける前に、ひずみゲージポイ

strain gauge points prior to attachment of gauge plugs.

ント用のゲージプラグに受け穴を開けます。一対のゲージプ

175

Place a pair of gauge plugs at or near, and parallel to,

ラグを、試験体の 2 つの反対側の面のそれぞれの中心線まthe center line of each of two opposite faces of the

たはその近くに平行に配置します。ひずみゲージパンチバー

specimen. Attach gauge plugs with a bonding agent

またはその他の便利なテンプレートを使用して、接着剤（注(Note 11) using the strain gauge punch bar or other11）でゲージプラグを取り付け、ゲージ穴を適切な距離に設

convenient template to set gauge holes the proper

定します。接着剤の製造元の指示に従って、接着剤を硬化さ

distance apart. Allow the bonding agent to cure in

せます。ゲージプラグは、試験体の表面に対してほぼ水平で

accordance with the bonding agent manufacturer’s

なければなりません。

instructions. Gauge plugs shall be approximately levelwith each other with respect to the surface of thespecimen.
6.5 Gauge Plugs for Comparator Measurements—On

6.5 コンパレータ測定用のゲージプラグ－試験体の両端に、

opposite ends of the test specimen, mount spherically

コンパレータで使用するために球形のゲージプラグを取り付

shaped gauge plugs, for use with the comparator (seeけます（5.2 を参照）。プラグの直径よりわずかに小さいサイズ

5.2). Drill a shallow recess (Note 12) at the desiredのドリルを使用して、目的の場所に浅い窪み（注 12）をドリル

location using a drill slightly less in size than the plug

で開けます。くぼみに結合剤を充填し、結合剤が球の中心の

diameter. Fill the recess with a bonding agent, andレベルよりわずかに上に伸びるように注意しながら、プラグを

firmly press the plug into position, taking care that the

所定の位置にしっかりと押し込みます。接着剤の製造元の指bonding agent extends slightly above the level of the示に従って、接着剤を硬化させます。接着剤が硬化した後、center of the sphere. Allow the bonding agent to cure in

ゲージプラグの露出部分から余分な材料を取り除きます。

accordance with the bonding agent manufacturer’s
instructions. After the bonding agent is cured, clean
excess material from the exposed portion of the gauge
plug.
NOTE 12—Satisfactory results without a drilled recess

注 12－クイックセットボンディング剤を使用すると、ドリルで窪have been reported with the use of quick-setting

みがなくても満足のいく結果が報告されています。アルミニウ

bonding

ムパテは、ゲージプラグを試験体の表面に接着する接着剤とagents.

Aluminum

putty

has

been

demonstrated to perform well in this test as an

してこの試験で良好に機能することが実証されています。

adhesive to adhere gauge plugs to the surface of test
specimens.
7.手順

7. Procedure

7.1 試験体を 73.4±2°F（23±1.1°C）の水に 48±2 時間浸し

7.1 Immerse specimens in water at 73.4±2°F(23±1.1°C) for 48±2 hours.

ます。

7.2 Take the initial reading of specimen length, at

7.2 蒸発による冷却誤差を避けるために、ゲージラインがほsaturation, with the unit positioned in the water tank

ぼ水面の高さになるようにユニットを水槽に配置して、飽和状

so that its gauge line is about at the level of the water態での試験体の長さを最初に読み取ります。標準リファレン

surface to avoid error due to cooling by evaporation.

スバーの長さを読み取ります。 （長さの読み取り値を調整お176

Take accompanying length readings of the standard

よび修正する方法については、8.1 および 8.2 を参照してくだ

reference bar. (See 8.1 and 8.2 for methods of adjustingさい。）水の温度を Tx として記録します。

andcorrecting

lengthreadings.)

Recordthetemperature of the water as Tx.
7.3 Weigh and record the saturated surface-dry

7.3 試験体を 3⁄8 インチ（9.5 mm）（またはそれ以上）のメ

weight of the test specimen by draining the test

ッシュ上で 1 分±5 秒間水切りし、湿らせた布で吸い取って目

specimen for 1 min ±5 s over a 3⁄8-in. (9.5-mm) (orに見える表面の水を取り除いた表面乾燥飽水状態の重量を

larger) mesh and removing visible surface water by

量り、記録します。

blotting with a damp cloth.
7.4 Within 48 h after the specimens have been

7.4 試験体を水から取り出してから 48 時間以内に、5.4 にremoved from the water, place them in the drying oven

記載されている乾燥オーブンに入れます。この 48 時間まで

described in 5.4. During this period of up to 48 h, theの期間中、試験体は、温度 75±15°F（24±8°C）および相対specimens shall be stored continuously in air at a

湿度 80％未満の空気中に継続的に保管する必要があります

temperature of 75±15°F (24±8°C) and a relative（注 13）。乾燥の均一性を確保するために、読み取りが行わ

humidity of less than 80 % (Note 13). To ensure

れるたびに、個々の試験体を乾燥オーブン内の異なる位置

uniformity of drying, the individual specimens shouldに回転させる必要があります。

be rotated to different positions in the drying oveneach time readings are taken.
NOTE 13—Reports have indicated that moisture is

注 13－報告によると、乾燥期間の初期に一部の組積ユニット

exuded faster by some masonry units during the early

では、塩化カルシウム溶液が吸収するよりも早く水分が染み

part of the drying period than can be absorbed by the

出し、オーブンの内面に結露が発生することが示されていま

calcium chloride solution, causing condensation to form

す。

on the interior surfaces of the oven.
7.5 At the end of 5 days of drying, including any

7.5 最大 48 時間の空気中での予備乾燥の期間を含む、5period of preliminary drying in air up to 48 h, remove

日間の乾燥の終わりに、収縮した試験体を乾燥オーブンから

shrinkage specimens from the drying oven and cool to

取り出し、8 時間以内で 73.4±2°F（23±1.1°C）に冷却します

73.4±2°F (23±1.1°C) within 8h(Note 14). Following（注 14）。 冷却後、冷却チャンバーの温度 Tx を記録し、各cooling, record the temperature of the cooling chamber

試験体を冷却容器から取り出し、すぐに試験体の長さを読みof Tx, remove each specimen from the cooling container取ります。標準リファレンスバーの長さを読み取ります。試験

and immediately take specimen length readings. Take

体の重さを量ります。試験片の長さの読み取りが行われるとき

accompanying length readingsの実験室の気温は、73.4±5°F（23±2.8°C）でなければならな

reference

bar.

Weigh

the

of the standard

specimens.

The

air

い。

temperature of the laboratory at the time length
readings are made on the specimens shall be 73.4±5°F(23±2.8°C).
NOTE 14—Use a cooling chamber consisting of a steel,

注 14－リングシールされたゴムガスケットタイプのカバーを備177

drum-type container equipped with a ring-sealed,

えたスチール製のドラムタイプのコンテナで構成される冷却

rubber-gasketed type cover. The drum cover should be

チャンバーを使用します。ドラムカバーには温度計を装備す

equipped with a thermometer, the bulb of which is in

る必要があり、そのバルブは最上部の試験体の近くにありま

the proximity of the uppermost test specimen. The

す。ドラムの最終平衡温度が 73.4±2°F（23±1.1°C）になるよ

drum must be stored in a temperature-controlled room

うに、ドラムは温度管理された部屋に保管する必要がありまin order that its final equilibrium temperature will be

す。 73.4°F（23°C）以外の温度で行われた長さ測定は、8.173.4±2°F (23±1.1°C). Length measurements made atに示すように修正されなければならない。

temperatures other than 73.4°F (23°C) shall becorrected as shown in 8.1.
7.6 Return test specimens to the drying oven for a

7.6 試験片を乾燥オーブンに戻し、2 回目の乾燥を行いま

second period of drying. The duration of the second, andす。 2 回目以降のオーブン乾燥期間は 44±4 時間とします。

subsequent

2 回目の乾燥期間に続いて、7.5 で指定されているように、冷,oven drying periods shall be 44±4 h.

Following the second period of drying, repeat cooling,
length readings, and weight

却、長さの読み取り、および重量の決定を繰り返します。

determinations as
7.7 オーブン乾燥を続け、その後、指定された条件（注 15）

specified in 7.5.
7.7 Continue the periods of oven drying, followed by

で冷却した後、試験体の平均長さの変化が 0.002％以下にlength and weight determinations after cooling under

なるまで、6 日間の乾燥期間にわたって長さと重量を測定し

the specified conditions (Note 15) until the average

ます。 48 時間の乾燥での平均重量損失は、最後に測定さlength change of the test specimens is 0.002 %, or less,

れた重量と比較して 0.2％以下です。この試験方法の目的のover a span of 6 days of drying, and when the average

ために、これらの条件が満たされたときに平衡が達成されたと

weight loss in 48 h of drying is 0.2 % or less compared

見なされます。

to the last previously determined weight. For the
purposes of this test method, equilibrium is considered
to be achieved when these conditions are met.

注１－間隔 CD は、時間スケールで 6 日、収縮スケールで％です。点 D は平衡収縮値を定義します。
図 3 平衡収縮を決定するグラフィカルな方法

178

NOTE 1—The interval CD is 6 days on the time scale
and % on the shrinkage scale. Point D defines
equilibrium shrinkage value.
FIG. 3 Graphical Method of Determining Equilibrium
Shrinkage

NOTE 15—When uniform attainment of equilibrium

注 15－表形式のデータで平衡長さの均一な達成が明らかで

length is not apparent in the tabular data, the value of

ない場合、平衡収縮の値は、図 3 に示すように実験点を介し

equilibriumfromて描かれた収縮-時間曲線から取得できます。限界値に対応

shrinkage-time curves drawn through experimental

する勾配を持つ点線 AB 収縮率（6 日間で 0.002％）は、交

points as illustrated in Fig. 3. The dotted line AB

点 C と D が 6 日間の時間間隔にまたがるように実験曲線に

having a slope corresponding to the limiting value of

適合します。ポイント C と D の間の対応する収縮間隔はrate of shrinkage (0.002 % in 6 days) is fitted to the0.002％です。平衡収縮の値は、0.001％に最も近い点 D にexperimental curve in such a manner that the points of対応する収縮と見なされます。収縮率が明らかに規定の範囲

intersection C and D span a time interval of 6 days; the内にあるデータをプロットする必要はありませんが、点 D を選

corresponding shrinkage interval between point C and

択する原則に従う必要があります。つまり、最終的な収縮率

D is 0.002 %. The value of equilibrium shrinkage shallは、6 日間で 0.002 パーセントポイント以内で一致する 2 つ

be taken as the shrinkage corresponding to point Dの値の大きい方です。

shrinkagemaybeobtained

expressed to the nearest 0.001 %. Data for which therate of shrinkage is obviously within the prescribed
limit need not be plotted, but the principle of selecting
point D should be followed. That is, the final percent
shrinkage is the greater of two values agreeing within
0.002 percentage points over a period of 6 days.

8.計算

8. Calculations
Length8.1 試験体の長さの読み取り値を修正する方法—73.4°F

Reading—Correct specimen length readings taken at（23°C）以外の温度で取得した試験体の長さの読み取り値をtemperatures other than 73.4°F (23°C) as follows:

次のように修正します。

8.1

MethodofCorrecting

SpecimenLx(73.4)= Lx-(Tx-73.4)GQc(1)

Lx(73.4)= Lx-(Tx-73.4)GQc(1)

where:

ここに：

Lx(73.4) = corrected specimen length reading, in. (mm),Lx （ 73.4 ） = 修正さ れた試験体の長さの読み取り値 、インチ

Lx

（mm）、

= specimen length reading taken at

Lx =温度 Tx で測定された試験体の長さの読み取り、

temperature Tx,in. (mm),Tx= temperature of cooling chamber at the time
specimensareremovedforlengthmeasurements (Note 14), of °F (°C),
G= test specimen gauge length, in. (mm), andインチ（mm）、
Tx =長さ測定（注 14）のために試験体を取り出したときの冷却チャンバーの温度、°F（°C）、
G =試験体ゲージの長さ、インチ（mm）、および

179

Qc

=coefficient of thermal expansion of concrete

Qc =コンクリート試験体の熱膨張係数（注 16）、in。/ in。・°F（mm / mm・°C）

specimen (Note 16), in./in.·°F (mm/mm·°C).
NOTE 16—If the coefficient Q for specimen is

注 16－試験体の係数 Q が不明な場合、コンクリートの Qc は

unknown, Qc for concrete may be assumed to be 4.5 ×

4.5×10−6 インチ/インチ・°F（8.1×10−6 mm / mm・°C）と見な

10−6 in./in. · °F (8.1 × 10−6mm/mm · °C).

すことができます。

8.2 Method of Correcting Reference Bar Length

8.2 リファレンスバーの長さの読み取り値を修正する方法—

Readings—Correct reference bar length readings taken

73.4°F（23°C）以外の温度で取得したリファレンスバーの長さ

at temperatures other than 73.4°F (23°C) as follows:の読み取り値を次のように修正します。

Rx(73.4) =Rx- (Tx-73.4)GQR(2)

Rx(73.4) =Rx - (Tx-73.4)GQR(2)

where:

ここに：

Rx(73.4) = corrected reference bar length reading, in.

Rx （ 73.4 ） =修正された参照バーの長さの読み取り値、インチ

(mm),

（mm）、

Rx

Tx

= reference bar length reading taken at

Rx =温度で取得した参照バーの長さの読み取り値 Tx、インtemperature Tx, in. (mm),

チ（mm）、= temperature of reference bar at time of lengthTx =長さ読み取り時の参照バーの温度値、°F（°C）、
G =試験体ゲージの長さ、インチ（mm）、および

reading, °F (°C),
G= test specimen gauge length, in. (mm), andQR =リファレンスバーの熱膨張係数（注 16）、in。/ in。・°F

QR= coefficient of thermal expansion of reference（mm / mm・°C）

bar (Note 16), in./in.·°F (mm/mm·°C).

注 17－軟鋼の係数 Qr は、6.5×10−6 インチ/インチ・°F

NOTE 17—The coefficient Qr for mild steel can be（11.7×10−6mm / mm・°C）と見なすことができます。Lnvar

assumed to be 6.5×10−6 in./in. · °F (11.7 × 10−6鋼の係数 QR は、0.7×10−6 インチ/インチ・°F（1.3×10−6 mm /mm/mm·°C). The coefficient QR for lnvar can be

mm・°C）と見なすことができます。

assumed to be 0.7 × 10−6 in./in. · °F (1.3 × 10−6 mm/mm· °C).
8.3 試験体の長さの変化を計算する方法—次のように、温8.3 Method of Calculating Change in Specimen
Length—Adjustthereportedchangeinlinear度以外の原因によるレファレンスバーの読み取り値の変動にdimension of the test specimen for variations in the

ついて、テスト試験体の報告された寸法変化を調整します。

reference bar readings that are due to causes otherthan temperature as follows:∆Lx=(LI(73.4)- RI(73.4))-(Lx(73.4)-Rx(73.4))(3)∆Lx=(LI(73.4)- RI(73.4))-(Lx(73.4)-Rx(73.4))(3)where:

ここに：∆Lx= change in the linear dimension of the specimen∆Lx =飽和状態から試験体の長さまでの任意の時点での乾due to drying from a saturated to the length of the燥による試験体の直線寸法の変化、x、インチ（mm）、

specimen at any time, x, in. (mm),LI(73.4)= specimen length reading on saturated

specimen, corrected for temperature (see 8.1), in. (mm),LI（73.4）=飽和した試験体の試験体の長さの読み取り、温度を補正（8.1 を参照）、インチ（mm）、

180

RI(73.4) = accompanying reference bar length reading for

RI（73.4）= LI の付随する参照バーの長さの読み取り値、インチ

LI, in. (mm)（mm）

Lx(73.4) = specimen length reading at any time x,

Lx（73.4）=任意の時間 x での試験体の長さの読み取り、温度

corrected for temperature (see 8.1), in. (mm), and（8.1 を参照）、インチ（mm）、およびRx(73.4) = accompanying reference bar reading for Lx,

Rx （ 73.4 ） = Lx の付随する参照バーの読み取り値、温度で補corrected for temperature, in. (mm).

正、インチ（mm）。

8.4 Method of Calculating Linear Drying Shrinkage:

8.4 線形乾燥収縮の計算方法：

8.4.1 Calculate the linear drying shrinkage of the

8.4.1 次のように、ゲージ長のパーセンテージとして、各読specimen at each reading as a percentage of the

み取り値での試験体の線形乾燥収縮を計算します。

gauge length as follows:

Sx =(∆Lx/G) x 100

Sx =(∆Lx/G) x 100

(4)

(4)

ここに：

where:

Sx =線形乾燥収縮、いつでも、x、％、

Sx= linear drying shrinkage, at any time, x,%,∆Lx =飽和状態から試験体の長さまでの任意の時点での乾∆Lx= change in the linear dimension of the specimen

燥による試験体の直線寸法の変化、x、インチ（mm）、およびdue to drying from a saturated condition to the length

G =試験体ゲージの長さ、インチ（mm）。

of the specimen at any time, x, in. (mm), and
G= test specimen gauge length, in. (mm).
8.4.2 Calculate the final linear drying shrinkage of

8.4.2 最後の 3 つの長さ測定のそれぞれからの乾燥収縮

the specimen, S, by averaging the drying shrinkage

を平均することにより、試験片 S の最終的な線形乾燥収縮をfrom each of the last three length measurements, with

計算します。最終測定は、7.7 で説明した長さと重量の平衡

the final measurement considered to be that in which

条件が達成されたものと見なされます。

the equilibrium conditions for length and weight
described in 7.7 are achieved.
NOTE 18—As an example, if length and weight

注 18－例として、長さと重量の平衡が試験の 15 日目に最初

equilibrium is first achieved on day 15 of the testing, Sに達成された場合、S =（15 日目+ 13 日目+ 11 日目）/ 3。

=(Sday 15 + Sday 13 + Sday 11)/3.
9.レポート

9. Report
9.1 Report the following information:

9.1 次の情報を報告します。

9.1.1 Identification of product and number of

9.1.1 試験の各条件に対する製品の識別と試験体の数。

specimens for each condition of test.
9.1.2 Source of specimens.

9.1.2 標本の出所。

9.1.3 Age of specimens at start of shrinkage test.

9.1.3 収縮試験開始時の試験体の年齢。

9.1.4 Total length of drying period prior to each

9.1.4 各長さ測定前の乾燥期間の全長。

length measurement.
9.1.5 各試験体の重量、飽和、および各長さ測定時（平衡9.1.5 Weight of each test specimen, saturated, and at
the time of each length measurement, including

を含む）。

181

equilibrium.
9.1.6 平衡状態で測定された長さを含む、飽和から各長さ

9.1.6 Linear drying shrinkage, percent, for each test
specimen from saturation to each length measurement,

測定までの各試験体の線形乾燥収縮率（パーセント）。

including the length measured at equilibrium.
9.1.7 各試験体および平均 3 つの試験体の最終線形乾燥

9.1.7 Final linear drying shrinkage for each specimen
and as an average of three specimens.

収縮。
9.1.8 関連する可能性のあるその他の情報。

9.1.8 Any other information that may be pertinent.

10.キーワード

10. Keywords

10.1 コンパレータ;コンクリートレンガ;コンクリート組積ユニ

10.1 comparator; concrete brick; concrete masonryunits; drying; drying oven; shrinkage; strain gauge

ット;乾燥;乾燥オーブン;収縮;歪みゲージ

SUMMARY OF CHANGES

変更の概要

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この規格の使用に影響を与える可能性のあchanges to this standard since the last issue (C426 –る前回の発行（C426 –15ɛ1）以降、この規格に対して選択さ

15ɛ1) that may impact the use of this standard. (June 1,

れた変更の場所を特定しました。 （2016 年 6 月 1 日）

2016)(1) Modified 6.4.1, 6.4.2, and 6.5 to refer to bonding（1）6.4.1、6.4.2、および 6.5 を変更して、硬化に関する接着

agent instructions for curing.

剤の説明を参照します。

(2) Added 1.2 to address that notes in the text of the（2）規格の本文中の注記が必須ではないことに対処するため

standard are non-mandatory.

に 1.2 を追加しました。

(3) Revised Section 6 to provide requirements for test（3）セクション 6 を改訂して、コンクリート組積ユニットではない

specimens that are not concrete masonry units and

試験体の要件を提供し、すべての試験体の要件を明確にしclarify requirements for all test specimens.

ました。

Committee C15 has identified the location of selected

委員会 C15 は、この規格の使用に影響を与える可能性のあchanges to this standard since the last issue (C426 –る前回の発行（C426 – 10）以降、この規格に対して選択され

10) that may impact the use of this standard.

た変更の場所を特定しました。 （2015 年 12 月 1 日）

(December 1, 2015)（1）用語 C1232 を参照するようにセクション 3 を改訂。

(1) Revised Section 3 to reference Terminology C1232.

（2）要件を明確にし、一般的な組織を提供するために 6.4 を(2) Revised 6.4 to clarify requirements and provide

改訂しました。

general organization.

ASTM International takes no position respecting the

ASTM インターナショナルは、この規格に記載されている項

validity of any patent rights asserted in connection

目に関連して主張されている特許権の有効性を尊重する立with any item mentioned in this standard. Users of this

場を取りません。この規格のユーザーは、そのような特許権

standard are expressly advised that determination ofの有効性の決定、およびそのような権利の侵害のリスクは完

182the validity of any such patent rights, and the risk of

全に彼ら自身の責任であると明確に忠告されます。

infringement of such rights, are entirely their own

この規格は、担当の技術委員会によっていつでも改訂される

responsibility.

可能性があり、5 年ごとにレビューする必要があり、改訂されThis standard is subject to revision at any time by the

ない場合は、再承認または撤回されます。あなたのコメント

responsible technical committee and must be reviewed

は、この規格の改訂または追加の規格のいずれかのために

every five years and if not revised, either reapproved or

招待されており、ASTM 国際本部に宛ててください。あなたwithdrawn. Your comments are invited either forのコメントは、あなたが出席するかもしれない責任ある技術委

revision of this standard or for additional standards

員会の会議で慎重に検討されます。コメントが公正なヒアリン

and should be addressed to ASTM International

グを受けていないと感じた場合は、以下に示すアドレスで、

Headquarters. Your comments will receive careful

ASTM 規格委員会に意見を知らせる必要があります。

consideration at a meeting of the responsible technical

こ の 規 格 の 著 作 権 は 、 ASTM International 、 100 Barr

committee, which you may attend. If you feel that your

Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA

comments have not received a fair hearing you should

19428-2959、United States にあります。この規格の個々のmake your views known to the ASTM Committee on

再版（単一または複数のコピー）は、上記のアドレス、またはStandards, at the address shown below.

610-832-9585（電話）、610-832-9555（ファックス）、またはThis standard is copyrighted by ASTM International,

service@astm.org （ e-mail ） ; ま た は ASTMWeb サ イ ト

100

West

（ www.astm.org ） か ら 。 規 格 を コ ピ ー す る 許 可 権 は 、States.

Copyright Clearance Center 、 222 Rosewood Drive 、Individual reprints (single or multiple copies) of thisDanvers、MA 01923、Tel：（978）646-2600 からも保護されstandard may be obtained by contacting ASTM at theます。 http://www.copyright.com/

Barr

HarborConshohocken,

PA

Drive,

PO

19428-2959,

Box

C700,

Unitedabove address or at 610-832-9585 (phone), 610-8329555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the
ASTM website (www.astm.org). Permission rights tophotocopy the standard may also be secured from the
Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive,
Danvers,

MA01923,

Tel:

(978)

646-2600;

http://www.copyright.com/（米澤 稔、吉野利幸）

183

184